/

' F-

m

U '

■V

Y '

/

. Y&ji

V '

v.

-

V--

'4

-OE

A*

-,r

C -

y

f;

■V

■,#^!,

v ■

?r

/

4

5

* ir

* s •

&jfe r

. jft»-"

in,.' s

v-

■*

i

<?

w"

V :,

mO

i-=*

/ •*

*' f

#*?

i

/

*'* fi c

fear

£

1

0t,

t* «

V S ]

*v

r* *

5-

M

ÜB

v •<,,*1

*

*sr

T

/ '

l>

\ %

*

h

r

• TKJMbt

; >

:^r

V *    '

r V C

H

f

♦

m

' ft

f

-

ÄT

^ #V

*C<

'4

<f' \

V

V-

P-

• Ir,

V ll

V'

m

.' tV~-¹

i

f "

WH

/r¹

Av

'4

w*

i Mf

{    -'S

: 'v

i

v

-/

*r

X

y

,4

^44^ w:

;•

•;

* *

*

X

¹

%

■rT^ •

>

>4

V

/

V' - / Pti

,

‘J r

i r! y

'

> 4

1

’ .r

*

*■

-

fc :

-

■ i

L

v

'■*/

^■7U%

r*

4

-

v

* ^

\

* V

>

v

o;

l^s

/

f

V >

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000305777

t>

c.

\

■

I

;

:

VU'V('5i.

ö>W*s

•**£2

.\>

©oitberafcbtucf

aus ben

SWit't^eilungen aug ben ÄonigH^en tedjnifcftett 33erfud)gctnftctlten 1902.

Vertag oon 3ultu8 «Springer iii Berlin.

öffentiieken Arbeit«

III 33G§

f>t)ÖVÖUÜfd)C %||c.

SSon §. 33ur ctjavp, ftnnbigem SRitarBeiter bet Stbtfjeüung für SBaumateriatprüfung.

A. ißrüfunggberfafiren.

Unter l)QbrauIifdt)en Lotten Dcrftetjt man bie burd) ^Brennen unter' bcr ©interungg* grenje aug ttjoiv- unb magnefiafjattigen .fialfftetneu gemonnenen ©rjeugniffe. Qtfrer gufammen« fefcung nad) enthalten tfpbrautifdje Satte') (ÜÜiEager«, Sßaffer*, ©rau*, ®otomit£unb Senicnt talt), im ©egenfap ju 8uft= (gett» ober 2Beifj«).fatfen, Stoffe, bie ben gebrannten Salt befähigen, nad) bem 2lbtöfct)en unb bem 2lnntad)en mit S£33affer felbftänbig unb jwar fowotjt unter SBaffer atg and) an ber 8uft ju ertjärten unb mit fortfdjreitenbem Itter an gcftigfeit äujune^men.

2ltg fotd)e ben Salt wafferertjärtenb madjenbe 23eftanbtf)eite („ippbrautefaftoren" genannt) gelten: Siefetfäure, Stjonerbe, @ifenopt)b unb ÜJiagncfia.

@ine genaue SSegriffgerftärung für t)l)brautifd)e Alatte täf?t fid) cbenfomenig mie für bie anberen Irten l)t)braittifd)er 23iubemittet geben, meit eine fctjarfe Trennung ber oerfcpicbcnen ©ruppen f)l)brautifd)er töinbeftoffe nid)t wotjt möglid) ift, „inbern, wie Sctmajcr mit 9ted)t fagt, japlreidje Uebergänge befielen unb eg S3inbemittet atg Ueberganggtppen gicbt, bie oljtte ißcrftofs batb in bie eine, batb in bie anbere ©ruppe ber 23inbemittel eingerei^t werben fönnten."

üftad) bpcu)ingcr non SB3otbegg²) enthalten fctjr gute t)l)brautifd)e Äatte gewöputid) 24—30% 2lt)üH, „äicmtid) gute" met)r ober weniger Stjon, unb gwar beiläufig^30—45% ober 20—25 % £f)on. ©er weniger atg 20 % (big 14 %) £I)on entfyattenbe $alf fott nur wenig ^pbrautifd) fein. ©ntl)ätt ber Äatf bagegen 50—60 % S^on, fo ift er ju mager.

fjei(|tinger³) t^eitt bie „I)l)brautifd)en Störtet" (richtiger wäre bie 23cäeicf)nung ^t)brau(ifd)e Sinbemittel) in 4 Staffen ein unb uuterfd)eibet: 1. ißujäotane (tjpbrautifdje Qu* fd^täge), 2. tjpbraulifdje .ftatfc, 3. 9ioiuan=Semcnt (Ecmentfatf, bpbrautifdjcr ßement) unb

4. ißorttanb»Kement unb begeidjnet ^pbrautifd)e ®alfe atg „fotd)e ©efteine, bie nad) bem

x) 3n ber Literatur werben tüelfad) auger ben wirHi^en Ijpbrauttfdjen halfen ant^ bie fonftigen l;pbrau* lifc^en 53inbemittei (9loman*(5ement, ^3orUanb=(£enient u. f. m.) al§ „^pbraulifc^e $alfe" begeic^net. gaft burep^ gängig werben fie unter bem begriff ,Raffer* ober Ijpbroulifd^e Mörtel" bet;anbettf wäljrenb wir eigenttid) nnter „Mörtel" ba@ bereite mit 3ufd)(og (Sönb) nnb Saffer nerfe^te (Srgeugnig Oerfte^en.

²)    §eufingeroon2ßatbegg. 2)ie ^atf* unb (Sementfabrifation. Vertag %f). ^oma^. ^eip^ig 1875. S. 112.

³)    geidjtinger. 2)ie d)emifd)e Technologie ber S^örtelmoteriatien 1885.

35

SWittfi. t. SS. 1902.

©rennen in feften Stücfen fid) beim 33efeud)ten mit SBaffer unter ftarfer ÜBärmeentwicfelung nod) ju pulDerförmigcm .fphbrat ober 31t Sallbrei ablöfdfen; biefc toerben in Stüdform unb in ©ulDerform auf ben DJlarlt gebracht unb finb magere Salle, bie einige $eit nach i^rer 25er-toeubung in Sßaffer erhärten".

Sftichaelig¹), melier bie Sßaffermörtel in ‘’PujjoIanmörtet, i)t)braitlifd)e Salle nnb ißorttanb=(£emente eintfjeitt, nennt

„|»)braulifihe Salle alle natürlichen unb fitnfflidjcn Salfarten, mefdjc unter SBaffer mehr- ober weniger erhärten, ioe(d)c nicht fo ftarf gebrannt finb, baß Sinterung ein* getreten ift, unb welche im gebrannten 3ufl<mbe noch freien Salt in größerer SJienge enthalten, hierher gälten alfo bie fämmtlid)cn fogenannten DtomamGfemente".

tpanenfchilb²) untcrfdjeibet 1. „DBaff erfülle ober magere Salle", 2. „DtomamCfementc, in ®eutfd)lanb unb befonberS in Oefierreidj hhbraulifche .Salle, in fjranlreidh Ciment Romain ober einfach Ciment naturel genannt", 3. „©ortlanb=©emente" unb 4. „ißujäolanmörtet ober ÜDförtel mit l)t)öraulifd)en ^ufdflägen" unb fagt f)tnfid)t£ict) ber SBafferfalfe:

„$cne ©affermörtet, welche au3 folchen natürlichen Steinen gewonnen werben, bie nach ©rennen mit SBaffer fidh noch ju ©uloer löfdhen, im Ußaffer aber nad) lürjerer ober längerer geit erftarren, heißen ©kfferlalle ober magere Salle, in $ranl* reich chaux hydraulique, ober hhbraulifcher Sali. ®er £l)pu3 hierfür ift in fjranl» reich ber Chaux du Teil, in £)eutfd)lanb 3. 93. ber ©ednnter, ber Srierfdje ©Soffer« lall, in Defterreich bie mageren Salle ber Umgebung Bon ©rag ober ber SSepli^er Sali. ®iefe haben unter ben ©Saffermörteln ben geringften Sililatgchalt, finb bie leichteften unb für fidh felbft am wenigften feften, im 33erhältniß 311 ihrer Selbft» feftigfeit jebod) bie binbelräftigften. Sie erftarren unb erhärten unter üöaffer am langfamften unb wiberfteßen bemfelben erft nad) einiger .geit, aber bann anhaltenb."

Sfiadh ben „S3efdhlüffen ber internationalen Sonferenjen 31t DJiündjen, T)rc§ben, Berlin u. f. w."³) finb

„hßbraulifdhe Salle @r3euguiffe, welche burd) trennen oon mehr ober weniger tßom (ober tiefelfäure^)haltigen Sailen gewonnen werben unb, mit ffiaffer gemengt, (ich gatt3 ober tfjeilweife 3U ißuloer löfdjen. 2Ead) örtlichen 93erl)ältniffen werben fie in Stücfform ober hßbratifirt in SReßlform in ben §anbel gebracht".

®ie bentlichfte unb treffenbfte ^egriperllärung für bie in Diebe fteßenben Salle geben bie fcßweiserifihen Dlormen für einheitliche Benennung, Slaffifilation unb Prüfung ber hßbrau» lifcßen 23inbemittel*), welche befagen:

„^hbraulifcße Salle finb 6r3cugniffe, welche aus Sallmergel ober Siefellallen bureß Srennen unterhalb ber Sintergrense, barauffolgenber |)))brati[irung unb 3ei'5 lleinerung auf üDleßlfeinheit gewonnen werben."

„Dladh örtlichen 33erf)ältniffen lönnen hßbraulifdje Salle auch in Stüdform in ben ^janbel gebracht werben."

') Dr. SB. aditchoetis. Sie f)t)bvaulifd)en SDtörtel, insbefonbere ber ißortlanb«dement. SSertag »on Ouanbt & §änbet. Ueipjig 1869.    64.

²) §. §anenfd)üb. Sated)t8mub ber Saumaterialien. II. SCjeil. Sie IDiörtelfubftanjen. Serlag Seemann & SBenfeel. SBien 1879. @.110.

s) Sef^lüße ber Sonferenjen ju aJliincßen, SreSben, Serlin, SBien u. f. m. über einheitliche UnterfucbungS* lÜietf)Oben. 3afjrg. 1893. Serlag Sl). Stetermann, 33iünd)en.

*) Stürmen für eine einheitliche Senennung, Slafftßfation uicb Prüfung ber h'jbvaulifcheii Sinbemittel. ^erauSgegeben Don ber fcbiiueig. fDtaterialprüfungäanftalt ju 3üttih. ©elbftuerlag ber Slnfialt. Sahrg 1901.

SSemerfungen.

„35or eintretenbet: 23erfdjla<fung ber Oberftädtje gar gebrannte Salfmergel ober Siefelfalfe, bie beim Trodenlöfdjen unter mäßiger HBärmeentwicfelung uttb mäßigem ©ebeifjen tlfeilweife ober gang 31t Eßuloer jerfallcn, liefern fjpbraulifdje Saite."

„S3eim SIbtöfctjen beS gebrannten SRaterialS toirb ber freie 2le|falf in puloer» förmiges Salffjtjbrat oerioanbett, welchem je nad) d)emifd)*pt)tjfifatifd)er Sefdjaffenfjeit beS fRoljmateriatS uttb SluSfall bes 33ranbeS audj bie tjpbraulifdjen SBeftanbtljeife gattj ober ttjeilweife beigemengt finb. tpäufig bleibt ein Ttjeit ber lederen in gröberen ©tittfen prütf; bie Söfdtjprobufte foldjer Salfe muffen fobann auf geeigneten fOfal)l= »orrid)tungen jerfleinert werben."

,,^)t)brautifdbe Satte, bie beim Slblöfdjen- btof; tlfeitmeife jerfalten, fottten in ©tücfform nid)t in ben Raubet gebraut werben."

„Ter putoerförmige Ijpbraulifdje Salf ift erbig = Eürnig, fjeltgetbtidj mit Ueber» gangen ins ©raue ober 3iötf)tict)braune. Hngemadjt erwärmt fid) ber fp)braulifd)e Salf nid)t; er binbet ftetS tangfam, oft erft nad) Slblauf oon 24 unb mefjr ©tunben ab unb befi£t bie ©igenfdjaft, bei mit ber $eit wacpfenber ^eftigfeit an ber 8uft wie unter SBaffer raumbeftänbig 31t fein. TaS fpecififdje ©ewidjt beS t)t)brautifd)en SalfeS liegt meiftenS unter 2,9; fein ©lütjöerluft fteigt in ber Siegel über 8 %•" „|)t)braulifd)er -Satt fann 31t tangfam fortfd)rcitenben 8uft» unb SBafferbauten, bie Weber eine polje 2lnfangS» unb ©nbfeftigfeit, nod) proftbeftänbigteit in ben erften ißfjafen ber ÜScrfteinernng erforbern, oerwenbet werben. 3¹¹ äBafferbauten fott ^pbrautifd)er S’att nur bann jugetaffen werben, wenn ber ©inwirfung beö SÜSafferS eine angemeffene lange 8ufterf)ürtung ooraitögetjt."

3Sorfd)riften für eintjeittidje Prüfung oon f)t)brautifd)cn hatten befielen in ®eittfd)tanb nid)t, wätjrettb in ber ©diweij feit Stuguft »origen    bie »orgenannten an ber eibgenöffiftpen

2Jiateriatprüfung§»3tnftatt (3ürtd)J aufgeftettten unb »om tßerein fd^weij. ßement», Satt» unb ©ip^fyabrifantcu unb bem ©cpwep. 3ng-s unb ätrd)iteften»5ßei'eiu anerfannten „Siornten" gelten. 3tud) bie anberen Sänber fennen feine einpeittidieu SieferungS^ unb ißrüfungäbebittgungen für S'atfe. üDie tßefdjtüffe ber internationaten Äonferettjen fepen für bie Qualitätsprüfung Ijpbrau» lifd^er Satte ebenfo wie für bie anberer ppbrautifdjer Sinbemittel ‘) bie ©rmittelung nacp» fte§enber ©igenfdjafteu »or:

1. ©ewid)t

a) fpeciftfcpeS ©ewid)t,

ß) iftaum» (8iter=)gewid)t in oerfcpiebenen .Quftänben (eingelaufen bejw. ein-gefiebt, eingerüttelt, eingefdpittet);

2.    fjeint)eit ber ÜJiapluug bejw. Sorngröfje auf bem 4900-, 2500» unb 900»ÜDiafd)enfiebe;

3.    Slbbinbeoerpältuiffe (©rpärtungSanfang unb Slbbinbejeit);

4.    fRaumbeftänbigfeit (Sattwafferprobe unb SBarmwafferprobe);

5.    3U9⁵ »nb TDrucffeftigfeit für SRifdjungen aus 1 ©em.=3(t)l. Siubcmittel -(- 3 ©em.=££)l. Stormalfaub ermittelter groben, bie bie erften 24 ©tunben in einem mit SEBaffer» bampf gefättigten 9taume in ber 8uft, bie übrige bis unmittelbar jur 33or» nal)me ber EfJrobe unter Sßaffer »on ber Temperatur 15—18 C° aufbewaljrt werben, baS alle 7 Tage ju erneuern ift;

35*

') Sli^t 3U »enoe^fetn mit ptjbrautifcfien 3«f<btägen (tpujjotane, Traf u. f. ro.).

6.    £aftfeftigfeit;

7.    8fo$0iebi0fett;

8.    ©ittmirfuug Dott SD^ecrtuaffcr auf f)t)braulifd)e 93inbemittel.

®ie ©djmeiger formen befd)ränfen fid), abgefefyen Don ben Vebingungen für bie 33e¹ nenuung unb Verpaduttg, auf Vorfd)riften f)infid)tlid) folgeuber 9Serf)ättutffe:

1.    ©eimdjt (im ©ad);

2.    2lbbinbeDerf)ältniffe (@rl)ärtung3beginn uub 33iubegeit);

3.    SRaumbcfWubiglcit (Äalt¹ uub SBarmmafferprobe)¹);

4.    $einl)eit ber Sftaljlung (auf bem 900^2Jfafd}cuftebe)²);

5.    $eftigfeit3Derf)ä(tniffe (gug¹ uub ©rudfeftigfeit einer 3ftifd)ung au3 1 ®cm.¹£ljl. Sallputoer auf 3 ®em.=£f)t. SJormalfanb, ermittelt au groben, bie eine 3 X 24‘ftünbige, feud)te Sufttagerung burd)gumad)en f)abeu uub bi§ gu 28 £agen Sitter tu SBaffer (ca. 15 C°) lagern — äßafferjufafc: 12 %)³).

Stuf ben beftef)enbeu Sftanget au eintjeitltdjeu ®runbfä^cn für bte ®urd)fül)rung Don Äalfprüfungen l)abe id) bereite früher (r,9J?itt^ettungeu" 1894. ©. 191) fyingemiefen.

®a(3 aber tf)atfäd)lid) ein brittgenbeS 33ebürftti§ uorliegt, eine Siegelung biefer 35crt)ätt= tttffe fyerbeigufitfyren, bcmetfcn bte häufigen, au bte Verfud)3anftatt geridjtctetcn Slnfragett bariiber, metdjc SXufprüdt)e an t)^brautifd)e Äalfc l)infid)ttid) ber ^eftigfcit uub fouftigeu ©genfdjaften geftettt werben föuuen. hierfür fpred)en ferner bie 3al)trcid)cu 3ufd)rifteu ber Slutragfteder, tu betten fid) ba^ SSerlaugeu uad) einem ma^gebeubeu 23ergieid) ber ©igeufdjafteu ber eigenen ©rgeuguiffe mit beueu auberer fuubgiebt.

®cr SD^anget an einer fotzen ©runbtage für bie Seurt^eitung be^ f)t)bratdifd)en Ä'alfe^, mie ftc j. 93. für ^ortlanb=(£ement bereite feit öielctt ^at)reu in Preußen in ben bcfanntett „Siormen für eiu^citli^e Lieferung uub ^üfuug Don ^ortlanb^Kemeut" feftgelegt ift, madjt fid) atfo fel)r fühlbar, ba bie 93eurtl)eiluug oou 33erfuc^^jiffern uub fontit bie Semertfjung ber ®iitc uub 93ermenbbar!eit be3 2)iateriatö nur au ^)anb eine3 SSergteid)^ rnögtid). ift; er mad)t fid) mit ber Qeit um fo fühlbarer, al^ bie Siad^fragc ttad) f)l;braulifct)eu halfen in ben testen ^a^reu ftetig gugeuommert fyat, menu man au^ ber madjfenbett Stuga^t ber fomofjt oou ^rioateu, mie aud) Don S3et)örbcn geftedten Anträge auf Prüfung t)pbraulif(^er Salfe einen <Sd)tuß nac^ biefer Stiftung f)iu gieren barf.

®ie ©djmicrigfeiten, bie fid) ber Slufftettung unb $e|de9un9 einheitlicher Steferuug^ unb 33rüfung6bebingungen entgegeufteüeu, fiub aber uid)t gu Derteuneu; fic fiub guuäd)ft in ber außcrorbcnttidjen 93erfd^iebeuartigfeit ber Dorfommenben l)t)braidifc^eu Ä’atfc fetbft begrüubet. |)iergu fommt nod^ bie uid)t gu leugueube 3^f)atfad)e, ba§ mau fetbft in @ad)Oerftänbigenfretfen über bie mörtclted)nifd)cn ®igcuf(^afteu ber t)t)brauttfd)eu ®a(fe nid)t geuügeub unterrichtet ift, unb ferner ber Umftanb, ba^ bie 33el)anblung ber Dcrfd)iebeneu Slrten biefer Äalfe bei ber ®r^ geugung unb Verarbeitung fehr Derfd^iebeu gu fein pflegt.

2tu3 ben augebeuteten ®rünben, uameutli^ aber megeu ber Verfdjicbenartigfeit im SBefen ber i)t)braulifd)en ©attc mirb e^ xticht teid)t fein, eine Döttig ciuf)eitlid)e uub ade Slrteu um= faffeube ^orm ber V^üfuug^anorbuung gu finbeu. $mmcrf)in fottte feboch Derfud)t merbeu, für gemiffe ©igenfdjaften ber $alfe beftimmte ©rengmertfje feftgufetjen unb für tfjre ©rmittelung eintjeittidtje ißrüfungSoerfahren gu oer ein baren; oielleid)t fönnen hierfür nachftehenbe 2tuS= führungcn unb bie rneiter unten mitgett)eilten ©rgebniffe einer großen Slngafjl ber im Saufe ber testen ^afjre ausgeführten fMfunterfud)ungen eine 9üd)tfihnur geben.

$ür bie f)t;braulifd)en ©igenfchaften ber Ä'alfergeugniffe ift in erfter Sinie bie d)emifd)e gufammenfehung mafjgebenb, bie allerbingS auherorbenttid) med)felt. @S märe iitbef; oerfehlt, unmittelbar aus ber d)emifd)en 3ufamntenfefeUTt9 ber Äalfe Schlüffe auf bereu ©üte unb 33er² menbbarfeit als ÜRörtelmaterial gu giehen. hierfür finb, mie auch bei ben übrigen 33inbe² mittein, noch anbere (yaftoren (SagerungSberhältniffe, ©rab ber ©leichartigfeit, ©efiigeaufbau, Qidjtigfeit, $orn beS ^Rohmaterials, 2lrt beS 33rennoerfal)renS, ©rab unb $rifche beS 33ranbeS, 2lrt beS 2lblöfd)enS u. f. m.) mafjgebenb. Qehholb fann man fid) bei ber SBertfjfchähung ber hhbraulifchen Äalfe nid)t mit ber d)emifd)en 2tnall)fe allein begnügen; oielmehr liefert erft bie $eftftellung ber mörteltechnifd)en ©igenfdjaftcn, namentlid) auf ©runb guocrläffiger $eftigfeitS= oerfuche mit ©ebraud)Smörteln, majjgebcnbc 2lnf)alte für bie 33eurtheilung ber Qualität unb 33raud)barfeit ber Äalfe.

Ueber bie djetnifdje 33efd)affenheit ber Sßafferfalfc hat vui(fenfd)afttid)e gorfchung bereits einiges Sicht oerbreitet¹), mäljrenb ^infic^ttid) ber mörteltedhnifchen @igenfd)aften, namentlid) maS ben ©rab ber ©rhärtungSenergie btefer ®alfe anbetrifft, bie Siteratur Süden aufmeift. Singer ben burch bie „ÜRittheilungen" befannt gegebenen 33erfud)Sergebniffen fjhbrau² lifdher f?alfe bürften mohl nur bie in ben „SRittheilungen ber Slnftalt gur Prüfung oon S3au= materialien am eibgcnöffifdjen ‘'Polntcdinifnm in ßürid}" (§eft 6. 1893) oeröffentlid)ten ißrüfnngS-Srgebniffe befannt unb oon Sebeutung fein, ^m Uebrigen liegen fo menig @r² fahrungen auf biefern ©ebicte oor, bah man, mie fd)on oben betnerft, felbft in $ad)freifen bariiber im llnflarcn ift, meldje Slnforberungen man an htibrcmlifdje .falfe ftellen fann.

^unt befferen SBerftänönig ber nachfolgenben 5ßerfud)S=@rgebniffe, beren 33eröffentlid)ung mit ©eneljmignng ber Slntragfteller erfolgt, feien gunädjft htrj bie in ber 33erfud)Sanftalt gebräuchlichen 2Serfahren gur Prüfung oon hhbraulifchen halfen gefdjilbert.

®er Umfang ber einzelnen Unterfuchungen, ber fidt) nach bem ffmede ber Prüfung unb ben 2ßünfd)en ber Slntrngftelter richtet, ift aitf?crorbentlid) oerfd)ieben. ^n f^olge beS SRangelS einheitlicher ißrüfungSoorfchriften finb bie SRifchungSoerhältniffe ber ÜRörtel unb bie oermenbeten Sanbe nicht immer biefelben, bennod) ift für bie geftigfeitsoerfud)c baS Seftreben oorherrfdgenb gemefen, bie Prüfung möglichft einheitlich gu geftalten. ®iefe umfa§t bie ©rmittelung nach² ftehenber ©igenfchaften:

1.    Slblöfchung unb ©rgiebigfeit;

2.    ©emidf)t.

a)    fpecififdjed ©emicht,

b)    fRaumgemicht beS SalfpuloerS in oerfchiebenen ßuftänben (eingelaufen, ein-gerüttelt unb eingefüllt);

3.    ©lühbertuft;

4.    Reinheit ber 2Ral)lung, begm. Äorngröhe;

5.    dbbinbejeit;

6.    ©aumbeftänbigfeit unb .fpaftoermögen am Stein;

7.    ©(örtelergicbigfeit unb ©erpu|fäl)igfeit;

8.    ßug* nnb Drucffeftigfeit;

9.    |>aftfeftigfeit;

10.    g-roftbeftänbigfeit;

11.    (fyemtfcfje ^ufauunenfetpng.

3u 1. |>bbraulif(l)e $alfe merben t^eilö in Stücfform, tßeilS in ©utüerform, im teueren gfaße entmeber gemahlen, aber nid)t abgelöfdjt ober bereits abgelöfct)t pr Prüfung eingereid)t.

DuS gemahlene unb abgelöfd)tc Salfpuloer mirb je nad) S3ebarf ober je nach ©3unfd) beS ©infenberS entmeber fofort ober erft nach vorherigem ©infutnpfen (in reinem .ßuftanbe ober als Ä-alffanbgcmifd)) 31t ©(orte! oerarbeitet. ©rjeugniffe, bie ohne (BeitereS pr ©(ortet» bereitung oermenbet merben föitnen, finb in Dielen gälten feine eigentlichen hhbrautifchen ®alfe, fonbern entmeber römifdhe ©erneute ober ©emtfd)e aus gelöfd)tem Äalfpuloer unb ©ort* lanb=©ement ober fonftige (Ibfaßftoffe ber ©orttanb» ©erneut« ober ftalffabrifation.

Die (Iblöfdpng beS StücffalfeS gefct)ieht nad) fotgenbem ©erfahren:

Der bis pr (Bainußgröße jerfleinerte unb auf einem Siebe mit 1 ©(afdjc auf 1 qcm abgefiebte $alf mirb in cugmafchigen Drahtförben folange unter (Baffer getaucht, bis bie hierbei befannttich eintretenbe SBlafenbitbung aufhört, bann in mit ©ledj befdßlagenen feoty fäften oon 37. 37. 40 cm gefd)üttet, in benen baS ^erfaßen p falfpuloer Bor fid) geht, unb festeres in ben Säften bis pr ©ermenbung pr ©(örtelbereitung ben erften Dag bebeeft gelagert.

©eftimmt merben außer ber |)öf)e beS (Bafferderbraud)S ©eginn beS SöfcßenS, Söfdjbauer, ©ehalt an fteinigen ©üefftänbenx) (ermittelt burd) (Ibfiebett auf bent 120«©(afd)ertfieb), Biter» gemicht unb ©(enge beS gemonnenen falfpulücrS (©rgiebigfeit).

33ei bem in ©utoerform eingereichten .falte mirb bie ©rgiebigfeit in ber äßeife beftimmt, baß baS ©utoer mit ber crforberlidjen ©(enge (Baffer in bpoljfäften oorermähnter 2lrt ju einem feflengered)ten 33rei angemacht unb bie ©(enge beS gemonnenen ÄalfbreieS nach 24=ftünbigem Sägern auSgemeffen mirb.

3n ber Literatur höbe ich genaue Ingaben über Söfd)oerfal)ren» ober »oerfudje unb über ©rgebniffe fotcher ©erfuche nicht finben fönnen.

£>auenfd)itb²) fagt „Die (Bafferfalfe merben nur mit fooiel (Baffer gelöfdjt, baß ber Äalf hhbratifirt mirb unb nur unüoflfommen queflen fann."

^n ber eibgenöffifdjen geftigfeitSanftalt mirb nach ben „©(ittheifungen" Bon Detmajer (^)eft 6. S. 51) bie „©rüfung auf Söfd)fäi)igfeit" anfeheinenb nur an ben bort fetbft herge» fteßten ©robebränben auSgefüßrt. Das hierbei übliche ©erfahren ähnelt bem in ber ©erfudjS* anftatt gebräuchlichen. Der ©ücfftanb mirb Bon bem getroefneten ©(aterial (250 g) burd) 2lb= fieben auf bem Siebe mit 144 ©fafdhen für 1 qcm bei 0,3 mm Drahtftärfe beftimmt unb in ©rocenten auf baS <S5emid)t ber ©robe bezogen.

’) Sie ©teintiicfftiinbe merben bet bec Otörtelbeieituug entmeber aubgefjalten ober gemahlen unb bem übrigen Salfputber gugefept.

*) §. §auenfcpi(b. Sote^iämu« ber Baumaterialien. II. Seil. Sie OJortelfubftonjen. Bering Sepmann & SBenpel. Sffiien 1879.    110.

©rgebniffe oon Slbtöfdjoerfuchen mit hhbraulifdjent Salt finb in bem erwähnten ipeft, baS im Uebrigen eine große bemerfenSwertljer ÜSer)ud)Sergcbniffe ber ocrfd)iebenen 2lrtcn hhbraulifd)er Binbemittel enthält, nicht oergeidtjrtet. Bermuthlid) finb biefe fämmtlid) in ^uloer» form eingereicht worben.-

• f3u 2 a. SaS fpecififd)e ®emid)t wirb entweber im lufttrodenen guftanbe über nach bem STrodnen (bei -f-98C°) bis jur ©ewichtSgleichheit mittelft beS BolumenometcrS ©rb* nt enger »Biattn beftimmt. Siefer ülpparat ift auf ©runb ber in ber Berfud)Sanftatt ge» machten ©rfahrungen etwas geänbert unb feine §anbt)abung erleichtert worben.

3u 2 b. SaS Baumgewidjt wirb in ber üblichen Sßeife burd) ©inlaufen unb ©in» rütteln in Sitergefäße beftimmt.

$u 3. Ser ©lühoerluft wirb in befannter SEBeife ermittelt.

$u 4. Sie Btahlfeinljeit bejw. Korngröße wirb burd) Slbfieben beS BtaterialS auf (Sieben mit 5000, 2500, 900, 600, 824, 240, 120 unb 60 Btafcßen für 1 qcm oon .panb feftgeftellt.

3u 5. Sie Beftimmung ber Slbbinbegeit bejw. beS ©rljärtungSanfangS ift nur aus» nahmSweife auf äßunfd) bei bhöraulifcßen Salten oorgenomnten.

Bei hhbranlifd)en halten, bie nod) ber 2lblöfd)ung bebürfen, fann oon Beftimmung ber 2lbbinbejeit ober überhaupt oon Beobachtung beS ÜlbbtnbeoorgangeS im eigentlichen Sinne nicht bie Bebe fein, ba biefe Satte, wenn fie mit SBaffer in Berührung fommen, junächft unter ©rwärmung aufquelten.

Serben foldje abgelöfchten Saite weiter mit ÜBaffer angemacht, fo tritt bas älbbinben, b. h- ber Uebergang aus bem breiartigen beweglichen $uftanb in c5teu feften Sörper, nur in $olge ©tntrocfnenS bei gleichzeitig beginneubem ©rljärtungSproceffe ein.

gür bie    «uf Slbbinbejeit tommen alfo nur biefenigen Saite in Betracht, bie,

oßne abgelöfcht §u werben, burd) Biahlung bis zur fOiahlfeinljeit nad) bem Brennen hei'0efSllt finb unb ohne SEBeitereS oerarbeitet werben bürfen.

Siefe ©rzeugniffe finb inbeß feine hhbrautifdjen Saite im Sinne einer ber obigen Be» griffSerflärungen; fie finb oermuthlich in b°hev -Piß⁶ gebrannt unb nähern fid) in ihren ©igen» fdjaften ben Btwtlanb»@ementen ober ben 9foman»©ementen.

Bei biefen ©rzeugniffen ift bie ©rmittelung ber Slbbinbezeit wohl angängig; fie wirb in folgen Qmflcn nQ(jj ^eni pefannten aud) bei Bodlanb=©erneuten üblichen Berfahren (Bicatfche SDfabel) auSgeführt; bei hl?5raulifchen Salten erübrigt fid) inbeffen bie Beftimmung beS @r» härtungSanfangS unb »enbeS, ba biefe Saite ftetS tangfam erhärten. SJtit 9ted)t fagt

Setmajer¹):

„3-iir ben täglichen Bebarf beS Baugewerbes ift bie Senutniß beS geitpunftS beS ©rhärtungSenbeS weniger belangreich, als berjenige Bioment, wo ber ©rljärtungS» proceß foweit borgerüdt ift, baß gewiffe äußere, mechanifd)e ©inwirfung, wie beifpielS» weife biejenige beS SÖBafferS, bei ber ©ruppe ber oornehmften Bertreter ber hbbrau» lifchen Binbemittel woßl auch biejenige mäßiger $röfte auf baS Bfaterial mehr ober weniger fchabloS finb."

3u 6. Bach ben „Befdjlüffen ber internationalen Sonferenzen" foll bie Baumbeftänbig» feit oon hhkr(,ulif<hen Salten an bem reinen Btaterial in gleicher B3eife wie bei Bortlanb»

') 3Kittf)eitungen ber Stnftalt jur «Prüfung oon Sauinateriatcen am eibgenofftfeben «potijtechncfum in 3nrid)-©etbftoertag ber eibgenöffifdjen geftigfeitbanftatt. 3ürid) 1893. §eft 6.    96.

„®ie beobachteten 23erfrümmungen, bie Santen» unb SRehriffigfeit, bie ©Rlbung öon Sßarjen, 2luSblü£)ungen ober fdfuppenförmigen älblöfungen (Slbfdßieferungen) finb g-olge beS allmählich oerlaufenben 5Rad)löfd)proceffeS töntigcr ©infdjlüffe (überbrannte Salfförner, mangelhaft hhbratifirte SRergeltörner). @S ift baher nötßig, bie 50=procentigen SBaffer» ober bie feud)ten Suftbäber auf eine ©auer tton minbeftenS 6—8 Stunben auSpbetjnen."

(Tement borgenommen inerten. Qn ber 25erfud)Sanftalt werben für biefe Prüfung neben ben reinen halfen meiftenS bie gteictjen ÜÜRörtcl benu|t, inte fie ben ^cftig(ettsderfurfjen unterliegen. 2luS ben in plaftifcher Steife angemad)ten ÜJiörteln ober reinen Salten werben, ebenfo wie für bie SRormemfRaumbeftänbigfcitSproben non $ortlanb»dement, Suchen non 1—lVa cm ©idc in ber SRitte unb nad) bem iRanbe bünn auSlaufenb gehalten, auf (Glasplatten auSge» breitet unb nad) ein» ober mehrtägiger Sagerung an ber Suft in SBaffer bon 15—18C° gelegt. ®ie wettere ^Beobachtung crftredt fid) barauf, ob fie bis ju 28 Sage Sllter eben unb rißfrei bleiben. ©etmajer *) empfiehlt unb benutzt für bie Prüfung ßßbrcmlifdßcr Saite auf iRaunt» beftänbigfeit bie 50»procentigen SBaffer * ober fcudßten Suftbäber. 2luS ben Ergebniffen einer großen iReitje non SBerfudjen fchließt er:

,,®urd) 50»procentige SBaffer« ober feuchte Suftbäber (ausgeführt nad) 9lrt ber ©ampfbarrproben) taffen fid) bie SSotumenbeftänbigteitSoerhältniffe ßßbraulifdßer Saite in angemeffen furjer JJrift mit Sicherheit beftimmen."

„®ie 50»procentigen 3S5affer= ober ©ampfbarrproben finb ziemlich gleid)Wertl)ig; weil 00m zufälligen g-euchtigfeitSgrab ber ißrobeforpcr unabhängig, finb bie UBarm» wafferhob* unb bie 50*proccntigen ©ampfbarrproben ben trodenen ©arrproben oorzujiehen."

„®ie ben befdjleitnigtcn IBotumenbeftänbigteitSprobcn ju unterwerfenben ißrobe» törper müffen oollftänbig abgebunben fein.".

Zahlenmäßig wirb bas 2luSbel)nungS= ober SdjwinbutigSoermögcn an SRörteln aus hhbraulifdjen Salten an ^riSmen non 10 cm Sänge unb 5 qcm Duerfcßnitt mittelft beS S3aufdjin g erfdßen ©afterapparateS in befanntcr Söeife ermittelt.

f^ür bie Ermittelung beS ^aftocrmögenS beS äRörtelS am Stein werben bie ju prüfcnbcn ÜRörtet fcllengeredjt in Sudicnform auf ©adfjiegel auSgebrcitet uub unter ©Baffer gelegt, fobalb burd) 93oroerfud)e feftgeftellt ift, baß fie im ©Baffer nid)t mehr aufmeidjen ober fonftige ZerftörungSerfcheinungjm zeigen.

Zu 7. fjür bie Prüfung auf DJtörtclergiebigteit werben bie SRörtel mauergercd)t nad) ben oorgcfdjriebenen 3RifdhungSoerhältniffcn angcmad)t. ©ie DJiengc beS aus ber OJiifdjung 1 iRaumtheil Salfpulocr auf n iRaumthcile Sanb zu gewinnenben SRörtelS crgicbt fid), wenn bezeichnet:

rk baS 9iaumgcwid)t beS SaltpulüerS, rs baS IRaumgcroidjt beS 2RauerfanbeS,

w„ baS ©ewid)t beS ©BafferS, baS nötl)ig ift, um bie troctcne 2Rifd)ung l:n in mauer» gerechten SRörtel 31t oerwanbeln, rm baS )Rauuigemid)t biefeS mauergerechteu äRörtelS unb G = rk -f- nrs + w„ baS ®ewid)t ber angcmad)ten 2)?örtelmengc

auS:

l’m

— = M Siter SRörtel.

’) 2^ittf)eUunnen ber 2lnfta(t ^ur s^rüfunq t>on iBaumatenalien am eibgenöffifcfyen ^oltjtec^nifum in ^elbftoeilag ber eibgenöffifdjen geftigfeitöQiiftolt. 3üric^. §eft 6.    182.

>Da 1 n Siter trocfcnett 9J?ateriaf3 M 8iter maucrgercdjfett hörtet ergeben, fo ift bie (Srgiebtgleit »on 2)iörtel aus ber 2)Jtfd)ung l:n

1 + n

9?ad^ftel)enb fei bie Slrt ber (Srgiebigfeitsbeftimmung an juiei Seifpicien erläutert.

E =

SftÖrtelmifchung

9taumgewi<ht beS

Äatt-pulbers ’)

3Jiaue x* fanbeS¹)

SGSaffergufap für mauergerechten SWörtel

©ewic^t

V)

Gewicht ber angemadjten ÜJtörtelmenge

rk +rs +wn

= G

9taum*

gewid)t

beS

3Ji5rtelS

rm

9taumiuljalt beS erhielten Mörtels M =

rk +rs +wn

(Srgiebigfeit

E = -r—

rm

1+n

rk

rs

wn

kg

gein gemahlener $al!.

rH rH rH rH rH

ülÜ5K)MO

oopoo »1 H *4 *4 ^ 48. ^

03 03

CO

rf

03 03

CGO'OO** O "co "Ö3

05 03 03 00

O C H< O CO

0,450

0,580

0,751

1,058

1,772

O rH CQ CO lO

H rl H

0,810

0,810

0,810

0,810

0,810

1,644

3,688

4,932

8,220

0,600

0,659

1,021

1,269

2,023

60.3    1,196 2,994

18.4    4,883 6,808

19.5    10,858 ©ementfalf in $ult>erform.

1,410 3,149 5,519 7,011 11,053

24,0

18,4

74,1

28,3

22,7

22,1

22,4

1,513

1,909

1,979

1,971

1,956

0,790

1,568

2,442

3,454

5,551

O Tt Tt Tf iß 03 00 —• CO Ol

r^ oo oo o cT o cT cT o

m    oo    qo    o    os

CD    00    00    O

ifj    ffl    Ci    u>    O

H    rl    ri    H    rl

0,901

1,633

2,776

3,541

5,642

CO kß ifl o

t^rH(NOOH<

m co oi oo 03

oVö'dd'

Sie 23erpu£fähigfeit ber Söafferfalfmörtel mtrb ebenfo tote bie tmn Mörteln attbercr 93inbemittet erprobt, ittbem bie feltengeredt)t angemacfyten äftörtel auf bie (Seitenflächen eines aus 9iatf)enooer SDJauerfteinen gemauerten Pfeilers aufgetragen unb fachgemäß öerpu^t merben. £)aS Verhalten ber hörtet beim Ißu^en unb baS 3Serf)aIten ber ^u^fläctjen ben SBitteruugS* einflüffen gegenüber mirb beobachtet.

$u 8. hörtet für bie ^eftigfeitsoerfudje.

®te „®onferenäbefd)tüffe" fdjlagen als Sftonnenmörtel für bie geftigfeitsprüfungen bie 3Kifd)ung 1 ©em.=Shl. 93inbemittel + 3 ®em.*Shl. SJiormalfanb oor. S)ie äJJörtelproben follen einen Sag an ber $uft, bie übrige geit unter 333nffer erhärten.

$n ber 33erfud)Sanftalt legt man baS $auptge»id)t auf bie Prüfung beS ÄalfeS in ben gebräud)lid)ften äftifd)ungen, meil fid) gegeigt hat, bafj bamit ben Sßünfdjen ber Äalfintereffenten auf praftifdhe (Erprobung ihrer S3inbemittel am beften entfprocpen mirb.

Sie in ben „$onferenäbefd)lüffen" gegebene 23orfd)rift, baß bie 3Jförtel nur einen Sag au ber 8uft erhärten, bann unter 2öaffer gebracht »erben follen, fanu übrigens bei ppbrau* lifchen halfen in ben menigften fällen inne gehalten merben. 2Bie bie in ber 33erfud)Sanftalt gemalten (Erfahrungen gelehrt höben unb mie and) bie Angaben hinfidhtlid) ber ©rpärtungSart in ben meiter unten fotgenben Sabellen bemeifen, fönnen bie ^robeförper aus Salfmörtel felbft in fehr fetten ÜDiifdjungen meift erft nad) mehrtägiger, manchmal erft nad) mod)enlanger (Er*

!) TO Sftaumgewidjt wirb bas arithmetifche üftittel aus ben 2itergewichten für ben eingelaufenen unb ein* gerüttelten ßuftcmb $u ©rmtbe gelegt, weil biefeS äftag beffer ben in ber ^ra£t$ gewonnenen (gemeffenen) föaum* teilen ber äftörtelbeftanbtheile entfpricf)t, als ba$ Sitergewidjt für einen ber beiben guftänbe.

²) 53egogen auf baö ®ewid}t beS trodenen Materials.

36

9Kittb. t. SB. 1902.

Härtung an bcr 8uft, unter SB aff er gebraut werben (bie Schweiger „formen" fdjretben 3 5£age Suftlagerung oor), Weit fie fonft gerfaßen (nad)löfd)en) ober aufweidjen.

®er einheitlichen Vermenbung ber i02ifd)itttg 1+3 Stormalfanb nad) ©ewicf)tdtheiten ftanb entgegen, baf oielfad) bie Saite in ißuloerform, tfjeild unabgelöfdß (atfo nur gemahlen), tl)eild getö|'d)t eingereictjt würben unb bie Prüfung häufig mit Sßtauer» begw. Vaufanb oer* fd)iebener ,+erfunft gewünfdjt würbe. ®agu tarn nod), baf; einzelne Slntragfteßer ilfre Satte in £eigform oerarbeitet fjaben wollten, ^ieroon ahgefeljen, würben beim 9flifd)en ber Störtet nad) ©emidjtdtheilen bie Unterfdjiebe ber SD+djungen begüglid) bcr ^ufammenfe^ung bei fonft gleichem äftifdjungdoerhältnif fo ertjeblid) (bie Sitergemidße ber aud bem Stücffalf gelöfd)ten Salfpuloer fdjwanfen nad) ben oortiegeuben gahlen 3»nifd)en runb 0,650 unb 0,850 kg, bie= jenigen ber in Vuloerfornt eingcreidjtcrt Saite gmifd)en runb l,ooo unb 1,500 kg¹), baf ed gmcdinäfiger fdjien, wenn nid)t auSbrüdltd) feitend ber Slntragftefler bie SUifdhung nad) ©e* wid)tdtl)ei(en gewünfd)t würbe, bie ÜJtifdjungen nad) iftaumtfeifen in 3Sorfd)lag unb gur Sind» fiifrung gu bringen. SBie fetjr bie 9Jii)d)tuigcn ber oerfdjiebenen Saite, wenn man ben 9?aunt* tfeilen ©ewichtdoerljältniffe gu ©runbe legt, oon einanber abmeid)en, geigen bie in ber mehrfach erwähnten Tabelle in ©ewidjtdtljeite umgerechneten ßftifdjungdoerljältniffe ber nad) Sllaumtfeiten gufammengefetgten 3J?örtelmifd)ungen.

9Körtelgufamntenfe^ung.

Den ®törtelmi)d)itngen nad) 9iaumtf)eilen wirb feit einiger +it bad aritfmetifdje üWittel aud ben 8itergewid)ten ber üßlörtelbeftanbtljeile für ben cingetaufenen unb eingerüttelten guftanb gu ©runbe gelegt. Soßten fpäter einheitliche Vorfdjriften für bie Prüfung hhbraulifdjer Satte aufgeftellt werben, fo muf bei f+ftfelulI9 einer beftimmten SOJörtelrnifdinng für bie fyeftigfeitdberfud)e auf bie grofe SSerfd)iebenfeit ber ©ewiefte ber Saite 3tücffid)t genommen werben.

Bereitung ber ätförtel.

®ie 33efd)affen()ett bed 2)?örtetd beim Slnntadjen unb bie 2lrt ber Verarbeitung (Starte bed 9Wifcfend unb 2lrt bed Gsinfd)lagcnd) finb wie bei allen äftörteln and) bei Salfmörtel rnaf« gebenb für beffen ®i(^te nnb bamit für bie fpätere Srfärtung, b. t). für bie gu erreidjenbe geftigfeit.

SBafferreicfer SOJörtel liefert betanntlid) geringere fyeftigteiten ald berfelbe Sßörtel mit weniger SBaffer. ©ut burefgearbeiteter äßortel wirb weniger btd)t unb erwartet fd)led)fer, ald mangelhaft bearbeiteter. gleicher SBcife bewirft ©rljöhung ber Sd)lagarbeit @rl)öl)iing ber ®id)te unb fomit ber fjeftigfeit.ä)

Vei ber Prüfung ift baljer l)it>fid)tlid) bed SBaffergufahed³) gum SDtörtel, Starte bed äßifchend ber SWörtel nnb Slrt bed ©infchlagend ber +obcförper bnrdiaud @inl)eittid)feit erforberlid).

‘) gn ber etbgenöfftfcfen S01ateria(prüfutig«anftalt mürben aüt tötinbeft = unb §öd)ftmertt)e ber 3taum« gemixte Ijgbrauüfdjer Saite, Bon einem aujjergemBl)nltd) leichten Saite abgelegen, fotgenbe @reuäjal)lett gefunben: SSon §anb eingefüllt 0,99 kg 0,62 „

1,47 „

s) lieber bie Urfadjen ber 3lbmeid)uitgeu in ben geftigteitb»Srgebniffen ber Semeittprüfung an Berfd)iebenen Orten. SDlittheilungen 1898. §eft 1, @. 1 u. ff.

³) Oie ffiärme beS jugefefeten SEÖafferS mirb in allen gälten auf +17 C° gehalten.

mafifinelt eingefüllt

aUittelmert^: SWinbeftinerth:

§ö(fgmertb:

0,83 kg 0,52 „ 1,00 „

mafdjinell eingerültelt 1,37 kg 0,94 „

1,67 ,,

$tt ber 33erfud)Sanftatt würbe oon jeffer ©ertp baraitf gefegt, beit ©affergufag jur trodeiten 9Jfifd)ung (Äatfputoer unb ©anb) fo ju benteffen ober ben ©affergehalt beS etwa ju trodenen ober ju feuchten S0?örtef§ aus Äalfteig unb ©anb fo p regeln, baff bie SOförtet erbfeudjte 5Befdt)affenf)eit erlangten, fo baß fie fid) in ber ,panb batten unb opne ju große 9Baffer= abga6e in bie formen fotogen tiefen.

.panbctt es fid) um .fatfe, bie in ©tüdform eingcrcidjt unb in ber 23erfud)Sanftatt ju tßutoer abgelöfd)t werben ober um fotcfje, bie in ißuloerform gur SSerfügung geftettt werben, aber beS SlblöfdjenS nid)t mehr bebürfen, fo wirb bie tSereitung beS ibcörtetS aus Äalfputocr unb ©anb in ber ©eife borgenommen, baß beibc iUtatcnatien ebenfo wie bie 2trodenmifd)ung beS SftormenmörtetS aus ,portlanb»ßement junädjft in einer ©d^üffef eine halbe iDfinute taug troden öorgemifd)t, nad)    öer erforbertidjen burd) üöoroerfuche beftimmten ©affermenge

eine f>ofbe ÜDfinute tang feud)t gemifd|t unb nad) hierauf erfolgter (Einbringung in bie ©d)ate beS 9J?örtelmifd)erS (tßauart ©teinbrüd³©d)melger) unter Stnwenbung oon 20 ©dpiffct» umbrefjuugen oerarbeitet werben.

Satte, bie in ifMoerfortn eingereid)t werben, aber uod) beS SlblöfchenS (©infuntpfenS) bebürfen, werben mit ©anb gunädfft in ben oorgefchriebeuen SJfifdjungSöertjättniffen troden gemifdjt unb bann meift mit fo oiet ©affer oerarbeitet, baff ein fettengered)ter ÜJJörtet entftet)t. £)iefer SOiörtet lagert eine gewiffe oom Slntragftetler 31t beftimmenbe $eit in mit ginfbted) ausgcfdjtagenen .polgfäften unb wirb nad) Verlauf ber oorgefdjriebenen SagerungSbauer, nötpigenfattS unter ^ufag uon ©affer, nochmals gut burdjgearbcitet; wenn ber SOförtet, was gewöffnlid) ber $att ift, jurn ©infdftagen 311 feud)t ift, wirb er auf mit Fließpapier betegten (SipSplatten fotange auSgebreitet, bis er ben 3um ©infdjtagen geeigneten FeudjtigfeitSgrab erreicht bat.

®ic 9ttcf)tigfeit beS ©afferjufageS wirb übergeprüft, inbem groben bon panb mit beut Spatel in bie formen eingefd)tageit werben unb baS (Erfdjeinen ber djarafteriftifdjen ©affer³ be^w. ©djtammabfonberung an ber Dberftädje beS Körpers bcobadjtet wirb.

(Einfi^fagen ber groben.

©äprenb früher bie ißrobeförper für bie ^eftigfeitSoerfudje (Zugproben in Otormalformat mit 5 qcm gerreifjungSquerfdptitt unb ©ürfet oon 7,1 cm ©eitenlänge) mit geeigneten eifernen ©patetn non |)anb in bie formen eingefd)tageit würben, erfolgt bie tperfteltung ber ißrobeförper¹) feit einigen Qapren mittefft beS 93öpmcfd)en tpammerapparateS unter Sin» wenbung oon 150 ©djtägen beS 2 kg».pammerS. Slbfdpteiben, (Stätten unb (Entformcn ber groben gefcpiept wie bei ben ©ementprobeförperu.²)

©arme unb fjeucbtigfeit ber 8uft im 8aboratorium werben wätjrenb ber .perftellung beS SKörtetS unb ber Ißrobcn beobachtet unb oerjeicpnet.

®urd) ©inbrüden beS fettengered)ten SJförtetS in bie fjonn fiitb bisher in ber SSerfud)S» anftatt nod) feine SDförtelförper pergeftettt worben.

Lagerung ber groben.

®ie groben werben nad) erfolgter gertigfteltuug in bie pierju beftimmten, auf bent öoben mit feuchtem f^fießpopter belegten $8ted)fäften gefegt unb bie 3u9bro^eu na<3) ctner halben ©tnnbe, bie ®rudproben nad) 20 ©tunben entformt. ®er für bie Sufterpärtung be»

36³

fiimmte SLfieil ber groben wirb noct) 24 Stunben Sagerung im Äaften in ben ©rfärtungS' raum gebracht, waljrenb bie für bie Saffererhärtung beftimmten groben folange in ben Säften oerbleibcn, bis Üjve Sefchaffenfjeit bie Untermafferfe^ung geftattet. ®er geitpunft, mann bieS möglid) ift, wirb burdt) Soroerfudje feftgeftellt, unb gwar wirb oont gweiten Jage ab täglich je ein überfct»üffiger $ug» unb ein Jwucfprobeförper unter Saffer gefegt unb auf fein 25erf»atten (Slufweidjen, Stiffigwerben ober Verfallen) beobachtet, Sobalb biefe groben einen Jag unter Saffer lagern fönnen, ohne fid) äußerlich gu oeränbern, tuerbcn bie übrigen ißrobeförper ebenfalls unter Saffer gefegt, beffen Särme gtuifd^en 15—18 C° fdjmanft, unb barin bis gur Prüfung aufbewafjrt.

©rljärtungSbauer.

®ie übliche Prüfung ift bie nach 28 Jagen. ®a inbef bie Äalfmörtel im 2lllgemeineu nur eine geringe ©rljärtungSenergie aufmeifen, unb bie ®enntnif beS ©rljärtungSfortfchritteS ber Störtet oon Sertlj ift, toirb bem Intragfteller bie SluSbetjuung ber fyeftigfettööcrfud)e auf höhere tllterSftufen empfohlen.

Prüfung.

®ic Prüfung ber 3u3Pl'°^en erfolgt mittclft beS StormalgugapparatcS (Bauart fjritl)ling=9Kidt)ae11S) unb bie ber SÖBürfel gewöhnlich auf ber 2t=Sreffe (Sauart ttmSler⁴ Saffon), unb loernt bie Äraftleiftung biefer Stafd)iue nicht ansreicht, auf ber 32ttreffe gleicher Sauart. $ür jebe 2llterSftufe toerben 10 gug⁴ unb 10 Jwucfprobeförper geprüft.

®enrid)t

^aumin^alt

j ber groben ruirb an je 5 ftuQ⁴ unb 5 ©ruefprobeförpern be^

J)aS 9taumgewid)t ^

ftimrnt, unb gwar bei 2 Jagen 2llter, am Jage beS ©inlegenS in Saffer unb furg oor ber Prüfung auf fjfeftigfeit.

gu 9. f^ür bie Prüfung auf ^taftoermögen am Stein merben je gmei Dtat^enomer giegelfteine mit bem gu prüfenben Störtel frettgtueife aufeinanber gemauert unb 24 Stunben lang mit je 5 kg belaftet, um eine Serbidpung ber Störtelfnge gu ergielen. Jie guge mirb, wie beim Stauern in ber ^rapiö üblich, etnrn 1 cm biif gemätjlt.

Stach ber ttorgefdjriebenen SrhärtungSbauer werben bie 23erfud)3ftüde fenfrecpt gur Rügern pd)e non einanber geriffen, wobei barauf geachtet wirb, bafj SiegungSfpannnngen nach Stöglid)teit oermieben werben.

©inige 33erfud)äreil)en auf Sdjnbfeftigleit finb in ber Seife aviSgefiiljrt worben, baf gwei nach Stafgabe nebenftehenber Sfigge mit bem ißrobemörtel aneinanber gemauerte Dtathenomer ^iegelfteine bei bem oorgefchriebenen üllter ber Störtelfuge parallel gur ©bene ihrer Sagerflächen oerfchoben würben. SereitS Saufdhtnger¹)

____ ! I I hat öicfe^ Slbfdteeroerfahren in faft gleicher fjorm gur Slnwenbung gebrad)t;

weil er erfannte, bah burd) bie Slbreihoerfudje, bei benen ba§ Störtel-|    banb fenlredht gur ,3u9ridjtutI9 ftanb, bie wirtlidje .paftfeftigfeit be§

_    | | Störtcld am Stein nidht beftimmt wirb, fonbern „entweber bie gug»

I feftigfeit beö Störtet in ber fjfuge ober bie be§ Steines überwunben werben ober ber Störtel oom Stein reifen mußte, je nach ber Oröfje beS erfteren ober ber 2lbl)äfion beS StörtelS am Stein."

3n 10. J>ie ißtüfung auf groftbeftänbigteit gefdjieht wie bei ben Sortlanb»©ementen. ®ie Störtelproben werben bei bem öorgefdjriebenen Uter bem 5r°fte bei —10 bis —15 C° aitSgefcpt unb nad) 4=ftünbiger fj-roftbeanfprutpung 4 ©tunben taug aufgetpaut. 35tefeS Verfahren wirb fo oft als gewiinfd)t wieberpolt.

$u 11. £>ie d£>emifdt)e gufammenfepung ber falte wirb in ber üblichen SBeife ermittelt.

B. (Srgcbniffe ber Prüfungen aus ben 33etriebSfapren 1896 bis 1903.

Anftpluf? an biefe ©d)ilberung ber pr geit in ber 33crfucpSanftaIt übliepen 33er* fahren pr Prüfung oon ppbraulifcpen f alten feien naepftepenb bie (Srgebniffe ber in ben Betriebs* fahren 1896 bis 1903 auSgefüprten Unterfucpungcn foldtjer falte mitgetpeilt.

^Bereits im Qapre 1894 würben bie (Srgebniffe einer größeren Reipe oon f altprüfungen oeröffentlieht. ‘Diefe gufammenftetlung umfaßt fowo£)t Suftfalfe unb f)t)braulifd)e falte, atS aud) $£ra{5*falfmörtel. ®ie (Srgebniffc ber wefentlicpften Prüfungen ppbraulifcper falle aus ber früheren 33eröffentlidpng finb ben oorliegenben angefügt, um eine breitere ©runbtage für bie 93eurtpeilung ber 3Baffertalfe p gewinnen. Qn Anbetracht ber tjäufigeu Anfragen nad) ben Anforberungen, bie man an ppbraulifepe falle p ftetten berechtigt ift, unb angeficptS ber allgemein hetrfipenben Untenntnij) über bie (SrpärtungSeigenfdpaften ber RJörtel ans ppbraulifcpen halfen, ift bie ©egenübetftellung einer größeren ,3apl oon RrüfuttgScrgebniffen gerabep 33c* bürfnif) geworben.

®en Antragfteltcrn, bie'ihr (Sinoerftänbnip pr 33eröffentlicpung ber 33erfucpSergebniffe erflärt hoben, fei an biefer ©teile ber ®ant auSgefprodpen.

®ie ©palten 3—6 ber nacpfolgenben Tabelle enthalten bie (Srgebniffe ber allgemeinen $erfucpe. ®ie Angaben ber ©palten 7—9 betreffen bie 9Jiörtelnü)d)ung ber geftigfeitsproben, währenb in ber ©palte 10 bie fahlen für bie ^ug» unb ®ructfeftig!eit in kg/qcm angegeben finb, unb jwar als SDüttelmerthe aus je einer Steipe oon 10 (ginjeloerfuthen.

®ie ©inorbnung ber oerfepiebenen ©alle erfolgte in ber Reihenfolge iprcS Eingangs, gür biefe ©intpeilung war bie ©rwägung mapgebenb, baß bie .falle gleidper 33epanblungSWeife (was SJlif^en beS SRörtelS unb .fperftellung ber fjeftigfeitsprobeförper anbetrifft) aufeinanber folgen tonnten. @o ift bei ben halfen Rr. 1 — 40 baS SOiifdpen beS SRörtelS oon Ipaub, bei ben übrigen halfen, foweit fie niept mit bem ©anbe pfammen eingefumpft würben, burd) ben üötörtelmifcper (IBauart ©teinbrüd*©tpmeläer) oorgenommen worben. 33iS einfd)lie|licp .fall Rr. 20 finb bie Ißrobeförper für bie ^eftigteitSoerfucpe oon ,paub mittelft ©patel unb bei ben weiteren mafcpinell auf betn pammerapparat eingeftplageu worben. ®ie ©infüprung ber fRafdpinenarbeit erfolgte, einerfeits um ben ©influfj ber 33er}önlicpfeit bei ber groben* Anfertigung auSpfcpltefjen, anbererfeitS um bie SerfudjSergcbttiffe mit benen ber mafdpinell eingefcplagenen groben anberer Sinbemittel (iportlanb^ßement, 5Trap, $alt u. f. w.) oergleidpbar p matpen.

(Sine anbere ©ruppirnng ber fall)orten als bie gewäplte, etwa nad) ,pöpe ber heftig* feiten ober nad) anberen (Sigenfcpoften, oerbot fiep mit Rüefficpt barauf, baff bie Äalfe rneift in mehreren unb ihrer gufammenfepung nad) oerftpiebenen RHfthungen unb mit oerfepiebenen ©anben geprüft würben. Aus oorftepenben ©rihtben nnb aud), weil bie 33epanblungSweife ber Äalfe in 33ejug auf Art ber 33erarbeitung git Rtörtel (mit ober opne Ablöfcpen, Grin* fumpfen oor ober naep bem Rttfcpen mit bem ©anbe) fepr oerfdpieben ift, wirb ber SSergleidp ber (Sigenfipaften ber oerftpiebenen falfforten au|erorbentlicp erfepwert.

Aus ben Srgebniffen tritt pnäcpft ber grope oben bereits peroorgepobene llnterfcpieb in ben Sitergewitpten beS aus bem in ©tüctform eingereiepten falle burd) Söfcpen gewonnenen

ftr.

2aufenbe 97r.

Söegeidpmig 6egm.

Urfprung ber üftateriaften. ^ame be$ Antrag* fleßerb

©emid)t für 1 2iter

3ftaf)ffeinf)ett &egm. torngröge

eittge* einge* taufen j rüttelt kg | kS

©pegi*

fifäeS

©eimcfyt

©lüb*

nerluft

föüdftanb in °/o auf öen ©tebeit mit ber übergefdjriebenen 2tngaf)t Sliafc^en für 1 qcm

5000

2500 900 600 324 240| 120l 60

SttÖrtetmifd^ung¹) ber geftigfeitsproben (©afferanfprud) %)

9taum* ©eroidjt ber

geftigfeit

«rt

ber ©r=

3ugfeftigfeit

Srncffeftigfeit

SÖemerfungen

3u9S!    ... ,

proben proben Ortung

in kg/qcm nad) Sagen

5196

Srierer $alf. 2lntr.: ©arl <S^riftian @d)iteiber unb ©o. in @teeben a. b. 2abr.

0,495    0,869

3,008

18,0

6,0 3,5

2,0

1,0

0,o —

1    ©.*£. Mfpulner +

2    „ ^ormalfanb

(15,0%)

g/ccm g/ccm

Sftad) bem ©infdjlagen

2,127 2,110

28    60    90

7    28    60    90

5 Sage ßuft, bann S® aff er.

1,93

5,85

17,3

50,6

SeSgt.

2,127

2,110

«Rur

ßuft.

3,77

5,35

14,8

19,7

1 ©.*£. $atfpulner + 4    „ Sttormatfanb

(11,5 °/₀)

2,155

2,152

5 Sage ßuft, bann SBaffer.

1,32

4,35

7,8

29,1

Seögl.

2,155 2,152

SRur

ßuft.

— 2,89

5,05

8,7

16,4

Ser ®alf mürbe p Äalfpulber abgetönt. ßöfcpeginn nacf) 20 90ttn. ßöfdj« bauet: 60 9Rin. ÜBaffetanfprud): 38%. Sie #er= ftellung ber groben erfolgte 20 Sage nach bem TOöfcben bei ®alfel. 9Rifd)en bei 90törtel§ u. @in= fdjlagen ber groben öon $anb.

5197

Söecfumer Safferfalf 2lntr: biefelben.

0,492    0,916

2,913

11,0

5,0

3,0

2,5

2,0

1,0 0,5

1    © *S. tatfputner -f

2    „ ^ormalfanb

(13,5 %)

Sftad) bem

(Sinfdjtagen ß-t

2,099 2,096 bann SBaffer.

3 Sage

14,05 — 27,6

85,8

2>e$gt.

2,099

2,096 ßuft.

05

7,70 — 24,9

30,5

1 ©.*£. fatfputner + 4    „ üftormatfanb

(H,o%)

2,141

3 Sage ~ ßuft, 2,138 bann SBaffer.

SeSgt.

2,141

9inr

2,138 ßuft«

05

ko    a>

o    05

9,20 — 13,9

6,30 — 12,5

54,0

22,6

Serval! mürbe p Äalfpulber abge--Iflfd&t, ßöfdjbeginn nach 3 9!Rin. ßöfd)* bauet: 19 9Rin. SBafferanfbrud): 30 %. Sie §er= ftellung ber groben erfolgte 20 Sage nadj bem 51blöfcben bei Falles. Rtifdjen bei 9RörteII u. @in= fd^lagen ber groben mie unter l.

5260

mt

2Intr.: 3B. Sefemann in 9taft bei Stabbedenftebt.

0,403

0,659

2,679

6,0

4,0

2,0

1,0

0,5

0,3

0,1

1    ©.*£. $att'pulner -f~

2    „ 9?ormalfanb

(16,o%)

Rad> bem Grinfdjlagen

1,972 1,972

3 Sage ßuft, bann 3® aff er.

3,44

7,79    — 17,9

43,5

SeSgt.

1,972

1,972

ßuft.

— 3,28

6,45    — 21,1

37,9

1 ©.*£. talfpulner + 4    „ Sftormatfanb

(12,0%)

2,014

2,017

3 Sage ßuft, bann 9®affer.

— 2,48

5,90

10,1

24,6

SeSgt.

2,014

2,017

9c uv

ßuft.

— 2,59

5,65    — 12,5

30,5

Sertal! mürbe p Äallpulber abge= löfd^t. ßöf^beginn nach 3 9ttin. ßöfcb= bauet: 12 9ftin. SBafferanfprud): 31% %. Sie £er= ftellung ber groben erfolgte 17 Sage nad> bem Slblöfdjen be§ ^alle§. ÜRifd^en be§ 90törtel§ u. @in= plagen ber groben mie unter 1.

5387

©ebrannter ©tüdfalf aus bem Äatfioer! non ©. Ütubet su <Sdp:aptau.

0,498

0,713

2,857

12,0

8,0

7,0

5,5

4,0

3,0

1,5

0,5

1    ©.*S. Äalfputoer +

2    „ ^ormaljanb

(16,0%)

9iaaj bem ©infcblagen

2,014 2,008

3 Sage ßuft, bann SSaffer.

6,65    — 11,95 — 43,9

72,1

2)e$gt.

2,014

2,008

9tur

ßuft.

— 12,25

18,20 — 55,6

76,2

1 ©.*£. Mfpuloer + 4    „ SRormatfanb

(12,0%)

2,070

2,068

3 Sage ßuft, bann SBaffer.

5,50

9,80 — 32,9

53,3

SeSgt.

2,070

2,068

■Rur

ßuft.

9,95    — 15,10 — 43,0

60,0

Serßalf mürbe p ßaltpulber abge= Iöfcbt. ßöfcbbeginn nach 2 9Rin. ßöfd)= bauet: 22 Sötin. SBafferanfprud): 36,2 %• 2)ie ^er= ftellung ber groben erfolgte 21 Sage nad) b Slblöfdjen be§ talle§. SRifdjen bei SRörtell u. @in= fdjlagen ber groben mie unter l.

em

*) ®.*S. bebeutet ©emid)tltljeile. SR.=S. bebeutet fRaumtljeile.

Ser Rormalfanb pat = Rf = 1,404 kg; Rr = 1,684 kg; s = 2,661; b = 0,633' u = 0,867.

9fr.

•H-

s

ca

$e$eidjnung 6e$m.

Urfprung ber Sftaterialien. 92ame beS Antrag* fteüerö

©erntet für 1 ßiter

einge* einge* taufen rüttelt

©pe^i*

ftfd^eö

®emid)t

üerluft

äftafjlfeinßeit be^io. forngröfse

föütffianb in % auf ben @ieben mit ber übergefdjrifcbenen 2ftt$af)I Sftafdjen für 1 qcm

Sflörtelmifdjnng ber geftigfeitsproßen (SBafferanfprudj %)

Sftcmm* geteilt ber

geftigfeit

kg

kg

5000 2500 900 600 324 240 120| 60

Bu3‘

proben

g/ccm

Srud*

proben

g/ccm

ber Sr= Wartung

Bugfeftiflfeit

Srucffeftigfeit

iÖenterhtngen

in kg/qcm nad) Sogen

28

60

90

28

60

90

5981

Sementfalf aus ber Se* mentfatffabrif g. sööttd^er u. So. in ©erbftäbt.

0,511

0,757

2,874

8,0 0,5

4,0

2,0

0,7

1    ®.*£. Mfpufoer +

2    „ ^ormatfanb

(12,oü/₀)

Kacß bem (£infd)lagen 2,056 2,051

l Sag ßuft, bann ©affet.

3,35

8,35

11,80

16,8

49,1

67,0

SeSgl.

2,056 2,051

ßuft.

6,14

7,00

8,30

18,4

26,4

32,9

1 (§>.*£. Äatfpufoer + 4    „ ^ormatfanb

l Sag

(9,5%)

2,113 2,107

ßuft,

bann

2,35

5,50

8,30

12,1

29,1

48,6

©affet.

SeSgt.

2,113 2,107

Kur

ßuft.

5,15

7,15

10,25

15,0

24,0

27,3

S er Äal! würbe §u Äalfpulber aßge= löfcßt. ßöfcßßegiun nad)l3 9ttin. ßöf(ß= bauet: 21 9Jiin. ©afferanfptud): 37%. Sie £er* fteüung bet Stoßen erfolgte 7 Sage nad) bem TOöfcßen be§ ftalfeS. 9!ttifcßen be§ «Köttels u. @in* fcßlagen ber großen mie unter l.

6641

§t)braulifd)er $alf; Ur* fprungöongabe nid)t ge* ftattet.

0,440

0,697

2,631

0,8

0,7

0,5

0,2

0,0

1    ®.=S. ^otfputoer +

2    „ 9iormatfonb

(15,75%)

1,930 1,924

2)eSgt.

1,930 1,924

1 @.*£. Mfpufoer + 4    „ ütformalfanb

(12,0%)

2,112

2,104

2>e*gl.

2,112

2,104

14 Sage ßuft, bann ©affet.

Kur

ßuft.

14 Sage ßuft bann ©affet.

Kur

ßuft.

2,20

4,38

1,59

3,54

8,35

18,8

67,0

10,05

23,7

59,6

6,55

12,3

55,6

8,85

16,1

48,6

Serval! mürbe au ^alfpulbet aßge* löfcßt. ßöfcßßegiun naeß4». ßöfcß* bauet: 12 9Kin. ©afferanfptud): 32,6%. Sie £er* fteüung bet großen erfolgte 7 Sage nad) bem Kßlöfcßen be§ ®alfe§. Klifcßen be§ KiörtelS unb Gsinfcßlagen bet großen mie unter 1.

6983

§ßbraulifd)er $alf; Ur* fprung nidjt angegeben.

0,455

0,727

2,632

6,0 4,0

0,0

1    ®.-£. .tatfpu(»er +

2    „ Stormalfanb

(12,5%)

2,000 1,994

io Sage ßuft, bann ©affet.

2,72

7,05

10,70

17,0

41,7

65,2

Seögt.

2,000

1,994

Kur

ßuft.

5,14

7,70

9,85

20,4

30,3

37,6

1    talfpufoer +

4    „ ^ormalfanb

2,169

(10,25%)

2,163

10 Sage ßuft, battn ©affet.

2,31

5,05

7,10

12,7

35,2

50,6

SeSgl.

2,169

2,163

Kur

ßuft.

4,50

5,75

6,45

14,1

24,9

30,5

Set ®alf mürbe au ®altpulber aßge= löfcßt. ßöfcßßegiun nad) 5$Kin. ßöfd5= bauet: 15 9Kin. ©afferanfptud): 33,5%. Sie #er fteüung bet großen erfolgte 6 Sage nad) bem 5lßlöfd)en be§ ^alfe§. Ktifcßen be§ Mörtels unb ©infcßlagen bet großen mie unter 1.

7891

§ßbraulif(fier $alf aus bem Äalfinerf ©djulg ju @oetenid) i. b. Sifel Sftemmeber 93im8fanb.

0,428

0,787

0,736

0,923

2,381    —

SBimöfanb¹)

1 <&.*£. Mfpufoer + 3    „ Sftormalfanb

(13,0%)

2,113

2,107

3 Sage ßuft, bann ©affet.

5,55 10,65

12,35

32,9

66,7

77,

2)e«gl.

2,113

2,107

Kur

ßuft.

8,50 12,55

15,00

40,1

62,3

71,9

1    ^alfpufoer +

5    „ 9?ormalfanb

(H%)

2,085

2,085

3 Sage ßuft, bann ©affet.

4,50

7,80

9,50

22,2

49,7

60,o

2)e$gt.

1    ^alfpntoer +

5    „ 92emt)ieber 33im§*

fanb (8,5%)

2,085

2,085

Kur

ßuft.

6,60

9,90

11,15

24,0

46,2

58,7

1,493

1,487

3 Sage ßuft, bann ©affet.

9,20 11,60

14,65

46,8

74,6

92,7

Set ®al! mürbe gu ®alfpulbet afige* löfcßt. ßöfcßßeginn naeß l «Kin. ßöfcß* bauet: 7 50iin. ©afferanfptud): 30,85%- Sieger» fteüung bet großen erfolgte 7 Sage naeß bem TOöfcßen be§ ^alte§. «ülifeßen be§ Mörtels unb ©infdßlagen bet großen mie unter l.

9 Ser SimSfanb ßinterliefj auf einem ©ieße non 120 9ttafd)en für 1 qcm: 99% fHiicfftanb.

„    „    „    „    „    „    „    60    „    „ 1 „    94%

£>e$gl.

mttt). t. ©. 1902.

1,493

1,487

Kur

ßuft.

7,65 11,15

13,35

56,4

73,7

88,7

37

8317

8918

8920

9094

9581

2aufenbe Str.

10

11

12

^Bejeidjnung be^in.

Urfprung ber Materialien. Stame be$ Antrag* ftellerö

©eroidjt für 1 2iter

@peai=

fifc^eö Dertuft etnge^ etnge« ^ .. laufen rüttelt

kg kg

2)olomitfatf aus bem 2)olo* mitgebirge unb ^atfroerf SBärenftein, ©emeinbe 0,427    0,658

Söüebad^ bei ©totberg

(Stp>.).

§pbraufifdjer Äalf in $nt* berform. Urfprungöangabe 0,600 uidjt geftattet.

(Sementfalf auö bem in bem Unterrisborfer gtur betegenen (£ementf affiner! bon 23ufd)au u. Statt) gn (Sieleben.

§pbraulifd)er Äalf in ^3ul» berform abgetönt. itr* fprung nid)t angegeben.

2,215

1,000

0,980)¹ 1,414')

gu äalfteig ab= getönt

0,630

2,294

1,507

1,011

0 ©emicbt§aal)Ien für ba§ ungelöfdjte ©ementpulber.

²) Ser Kiicfftanb be§ ungelöfdjten ®alfpuloer§ betrug auf 240 Ktafdjen für 1

SWafrffeinfjeit öegto. Korngröße

9?äcfftanb in % auf ©ieben mit ber übergefdjriebenen Slnga^t äßafcfyen für 1 qcm

5000|2500 900 600 324 240j 120j 60

18,0 10,o 8,0

6,0 2,0 0,o

42,0

SJtörtetmifdjung ber geftigfeitspvo&en (Sofferonfprud) %)

Staum* geroidjt ber

geftigfett

2)rud=

proben

g/ccm

2,0

1,0

36,0 23,0 14,0 7,o²)

22,0 16,0 7,0

3,0

0,5

qcm 3,0%/ auf 180 9Kafd)en fü; 1 qcm 0,0 %.

1 (3.*%- tatf putoer + 3    „ SRormalfanb

3uq* proben

g/ccm

Kadj bem ©infdjlagen

ber (Sr* Wartung

3ugfeftigfeit

2)rucffeftigleit

23emerfungen

in kg/qcm nad) £agen

7    28    60    90    7    28    60    90

(13,75%)

2,070 2,070

Kur

Suft.

— 7,05

10,45 — 30,2

52,0

1    tolfpulöer -f-

5    „ Stormatfanb

(11,75%)

2,113

2,107

Kur

Suft.

5,53

6,73 — 24,7

38,3

Ser Äalf nmrbe au ®altpulber abge= löfät. Söfdjbeginn nach 3 K?in. Söfd)* bauer: 8 Ktin. Sßafferanfprudj: 31 %. Sie £er--fteUung ber groben erfolgte 6 Sage nad) bem Kblöfdjen be§ ftaHeS. Kiifdjen be§ 3Körtel§ unb ©infdjlagen ber groben mie unter l.

1    ^atfpufoer +

2    „ Stormalfanb

(11,0%)

2,169 2,166

3 Soge Suft, bann SBaffer *).

2>e$gl.

2,169

2,166

Kur

Suft.

ü. CT

cn

cn

O    kO

co

I>    CO

00

CO

Z£>    O

Ol    CO

To

To

rH    Zß

^    CO

O»

QT

00 <1

fcO

1 dl.»Z. ^olfpulner + 3    „ üftormatfanb

(9,75%)

2,183

2,177

S>esgl.

2,183

2,177

3 Sage Suft, bann SBaff er²). Kur Suft.

— 3,78 5,60    6,50 — 20,2 29,2 43,8

— 3,79 4,28

— 23,6 26,9 36,6

1    fatfputöer -f-

4    „ Stormatfanb

(8,5%)

2,042

2,042

3 Sage Suft, bann SQSaffer³).

Serval! mürbe im 2tnlieferung§äu= ftanbe berarbeitet.

Ktifcpcn be§ KtörteB u. @in* fcfilagen ber groben mie unter l.

— 2,87 3,74 4,80 — 15,8 23,9 28,7

2)e8 gt.

2,042

2,042

Kur

Suft.

— 2,92 3,27

— 19,1 21,3 26,4

1    Äalfteig +

2    „ Stormatfanb

(11,1%)

2,169 2,166

2)e8gt.

1 St.*£. Äalfteig + 3    „ Stormatfanb

2,169 2,166

3)e$gt.

(8,7%)

2,070 2,065

2,070 2,065

3 Sage Suft, bann SBaffer. Kur Suft.

3 Sage Suft, bann SBaffer. Kur Suft.

05

OS

S° ** S⁹

00

Vx

in

Oi

CO

Ol

Ol

ro

Oi

cn

co <x> cT co

rH    rH    rH

P-l    TjH    00_

¹    CO    <Si

CO    CO    rH    03

CO    00    (M

Til“    ©    T#    ®

04    03    rl    rH

Ser ®al! mürbe burcf) Bufa# bon ^Baffer su äalfteig angemadjt.

Sie ^erfteüung ber $roben er= folgte 3 Sage nad) bem 2lblöfd)en be§ Äal !e8. SKifd&en be§ KiörteB u. Sin= fc^tagen ber groben mie unter 1.

1    ^alfputner +

3    „ Stormatfanb

(11,0%)

2,211 2,206

3 Sage Suft, bann SSaffer.

— 1,18

10,0 18,1

$>e$gl.

2,211 2,206

Suft.

5,64 6,95

— 23,5 35,9

1 (&.*£. ^alfputöer + 4    „ Stormalfanb

(10,0%)

2,141 2,135

3 Sage Suft, bann SBaffer.

0,84

8,0 12,3

SerÄalf mürbe im Knlieferung§gu= ftanbe berarbeitet.

Ktifcben be§ 9Körtel§ u. @in* fd)tagen ber groben mie unter 1.

2)eSgl.

2,141 2,135

Kur

Suft.

5,1

16,9 24,8

') Sie Sugfcftigfeit betrug für 1 alte groben: 10,40 kg für l qcm, bie Srucffeftigfeit: 63,2 kg für l qcm.

²)    /7    "    "    „ 1    „    „    „    7,80 „    „ 1    „    „    „    47,0 „    „    1    „

(§Ür Süftproben: h 65,3 kg/qcm/⁸) 48,8"kg/qcm; ⁸)'36,7 kg/qcm.)

2aufenbe 9tr.

23egeid)nung Pegm.

Urfprung ber SJtaterialien. Sftame bes Antrag* ftetterö

©erntet für 1 Siter

ehtge* einge* laufen rüttelt

kg kg

@pegi* ©liip* ftfdjes öerluft ©einigt

äftafylfeinfjeit Pegro. Korngröße

9türfftanb in % auf ben 8ieben mit ber üPergefcpriePenen 2lngapl iD^afd^en für 1 qcm

2ftÖrtelmifdjung ber gefiigfeitSproPen (Safferanfprud) %)

Staunt* gemixt ber

Seftigteit

«rt

5000 2500 900 600 324 240 120 60

3“0'

proben

g/ccm

£)r ud* proben

g/ccm

ber Sr* pärtung

3ngfefligfeit

SDrurffeftigfeit

93etnetfungen

in kg/qcm nad) £agen

28

60

90

28

60

90

10680 13

Sementtalf ber ^alfmerfe ©änfefurtf) bet Nerflingen i. 2ln$aft.

1,077    1,418

36,0 28,0 24,0 20,o 18,0

16,0 13,0

7,0

1 9t.*£. ßalfteig + 1    ,, ^ormalfanb

p ßallteig ab= gelöst

(19,0%)

2,042

2,037

3 ©age ßuft, bann Gaffer.

3,17

6,80

8,55

21,4

40,2

54,4

1,461

2)eSgl.

2,042

2,037

«Kur

£uft.

5,04

6,25

8,65

26,3

24,2

26,4

1    9*..$. Äalfteig +

2    „ Sftormalfanb

(12,5%)

2,141

2,141

3 ©age Suft, bann Sßaffer.

3,27

5,00

5,95

21,6

36,3

41,1

2)eSgl.

2,141

2,141

9?ur

Suft.

4,27

5,25

6,15

19,7

20,7

26,1

©er (Sementtalf mürbe in $ulöer= form eingereidjt u. für bie Prüfung p ®altteig ab= gelöst. , ©ie Slblöfcpung mar in 25 SDlinuten beenbet.

©ie ^erfteüung ber groben er= folgte 8 ©age nach bem Slblöfcpen be§ SialfeS. iWifcpen be§ »tel§ u. @in= fdjlagen ber groben mie unter 1.

10850 14

SBafferfalf beS ÄalfinerfeS SBeftfalica £popolte unb So. gu ©efefe i. S.

0,483

0,742

2,986

8,0 0,6

0,5

0,3

0,2

1    9t.*£. Äalfpuloer -f-

2    „ Dtormalfanb

(10,o%)

2,169

2,169

3 ©age fiuft, bann SSaffer.

3,13

6,35

8,70

17,6

30,4

44,9

2)eSgt.

2,169

2,169

ßuft.

4,41

5,85

5,95

14,8

23,8

29,8

©er ®alf mürbe p Äalfpulber abge= löfcpt.

Söfcpbegimt nacfj l »t. Söfcp* bauer: 4 90iin. SBafferanfprucp: 33,5 %.

©ie ^erftellung ber groben er=

1 9t.*£. $altpulber + 3    „ 9tormalfanb

(8,o%)

2,000

2,000

3 ©age ßuft, bann SBaffer.

3,26

5,29

7,90

12,8

17,3

24,5

2)eSgl.

2,000

2,000

Stur

üuft.

3,62

3,77

4,65

11,2

17,1

20,1

folgte 9 ©age nacfj bem 2lb* löfcpen be§

mm.

ätfifcpen be§ Üütörtel§ u. @in= fcplagen ber groben mie unter l.

54

15

Npbraulifdjer $alf aus ber $alf&remteret non (£. Söenner gu NornPorn* feelPadj, ffteg.^33eg. Sie$* Paben (8türffalf).

3u ®alfpulber abgelöfcpt

0,434    0,781

2,391

4,0 2,o

0,6

0,4

0,o

1    3t.*£. $alfpulber -f-

2    „ Dtormalfanb

(12,o%)

TOfdpngSberpciltniß in ©.*£. runb 1: 4,2

91ad) bem ©inf^lagen

2,042 2,051

8 ©age iiuft bann SSaffer.

18,9

4,4

17,2

23,2

1 9t.*£. Äattpufoer + 4    „ Sftormalfanb

(7,0%)

äftifdjungSberlpltniß in ©.*£. runb 1: 8,4

1,817

1,814

10 ©age ßuft, bann SBaffer.

2,18

4,2

11,3

13,9

©er ®alf mürbe §u ^alfpulber abge= löfcbt. Söfdjbeginn nad5 2 50iin. Söfcp= bauer: 3 90Hn. afferanfprucp:

3 %. Steinige gftüdftänbe: ge* ring. ©a§ ^alf= pulber lagerte 10 ©age. «üttifcfjen be§ Mörtels unb @infdf)lagen b.^Sro= ben mie unter l.

31,8

Npbraulifdjer $alf aus bem ppbraulifdjeit unb •iftatur*$alfn)erf bon Xe* nitterp (Äalfpulüer) $ntr.: 21. SBerner gu 8traßPurg t. S.

$m 2lnlieferung§* pftanbe

0,632

1,067

2,516

16,9

14,oj 6,0

0,3

0,o

1 9t.*£. $alfpulber -\-3    „ Sftormalfanb

(10,o%)

1,972

2,014

1 $ctg Suft, bann SBaffer.

2,4

4,3

2,4

6,6

SJtifdpngSberfjciltniß in ©.*£. runb 1:4,5

©er ®alf mürbe im 2lnlieferung§= guftanbe ber= arbeitet. äRifd^en be§ 9Jlörtel§ unb ©infdjlagen ber groben mie unter l.

159

348

449

509

2aufenbe 9^r.

17

18

19

20

Bezeichnung hezro.

Urfprung ber Materialien, üftarne bes Slntrag* ftefterS

SBöfferfalf (©tüdfFall) Ur* fprmtgSangabe nicht ge* ftattet.

§pbraulifcher MF (MF* pufoer). UrfprungSangabe nicht geftattet.

^pbrautifcher MF (MF* pufoer). UrfprungSangabe nicht geftattet.

§l)brauüfdjer Äall (MF* pufoer). Urfprmtgsanga&e nicht geftottet.

(SementFaFf aus ber (SementfakiF g. %. Robert Mütter & (So. zu @d)önebecf a. (Slbe. (MFpufoer.)

©emidht für 1 2iter

einge=

laufen

einge*

rüttelt

Spezi*

fifcheS

©emicht

©mh=

berFuft

kg

kg

3u Mtpulber gelöst

0,355

0,690    2,424

Anlieferung^

guftanbe

0,494

0,865

2,483

16,5

16,8

Mahlfeinheit be^in. Korngröße

SftücFftanb in % auf ben (Sieben mit ber übergefdjriebenen SFnzahF Mafien für 1 qcm

Mörtefoiifdjung¹) ber geftigFeitsproben (SBafferanfpruch %)

Mint* (Semicht ber

geftigFeit

5000 2500

900

600

324

240| 120 60

3«ss

proben

g/ccm

Srud*

proben

g/ccm

ber (Sr* härtung

Sugfeftigleit

SrudfeftigFeit

Bemerfungen

in kg/qcm nach Sagen

28

60

90

28

60

90

2,0 1,2 0,3 0,0

1 $.*£. MFpufoer -f-1    „ Dtformalfanb

(11,0%)

MifchungSberhäFtniß in ®.*S. runb 1:2,4 SeSgF.

1    $.*£. MFpuFber +

2    „ SftormaFfanb

(8,0%)

MifchungSüerhaftmß in ($.*£. runb 1: 4,8 £>e$gt.

1 fö.*£. MFpufoer +

3    „ 97ormaFfanb

(6,0%)

MtfchungSberhaFtniß in ®.*S. runb 1: 7,2

SeSgF.

1 ®.*£. MFpufber + 3    „ JftormaFfanb

(10,o%)

2,113

2,189

6 Sage Suft, bann Sßaffer.

1,42 1,95

2,43

5,3

8,1

12,5

2,113

2,189

9tur

Suft.

4,92 5,4

5,5

16,0

21,3

25,8

.1,915

1,986

7 Sage Suft, bann SBaffer.

2,70 2,6

2,9

2,8

3,0

4,0

1,915 1,986

1,732 1,876

1,732

1,876

9?ur

Suft.

8 Sage Suft bann SBaffer.

9tur

Suft.

4,19 4,5

1,57

1,83

4,5

12,2

14,9

15r9

0,88

1,47

1,24

2,5

1,9

Ser $al! mürbe §u $alfpulber abge* löfcfjt. Söfchbeginn nach l 3JHn. SöfdO= bauer: 29f90Un. ASafferanfpruch: 37,9%. «Steinige 9tücfftänbe: 3,3%. Sa§ Statfpulber lagerte 2 Sage, «chen be§ 3Jiör* telS unb (Sin* fragen ber frohen mie unter 1.

2,0

5,6

5,0

7,1

2,114

2,211 AurSuft.

2,38

14,2

SeögF.

2,114

2,211

1 Sag Suft bann ASaffer.

1,74

12,0

Ser ®alt ttmrbe int Anlieferung?* guftanbe ber* arbeitet. SKifdhen be? Mörtel? unb (Sinfchlagen ber groben mie unter 1.

1 ®.*S. Mfpulber + 3    „ üftormaFfanb

(10,8%)

2,113

2,264

1 Sag Suft, bann ASaffer.

9,5

63,7

2)e$gF.

2,113

2,264

«Rur

Suft.

17,4

80,5

2)er ®alt mürbe im Anlieferung?* §uftanbe ber* arbeitet. Sa? 90?a= terial ift mähr* fdjeinlich ein mit (Sement gemachter «aß.

«djen be? Mörtels unb (Sin* fdjlagen ber $ro= ben mie unter l.

1 ®.*£. MFpuFöer + 3    „ ^ormalfanb

02,0%)

2,259

2,197

1 Sag Suft, bann Gaffer.

Sie nach l Sag Sufterffärtung unter AJaffer gefegten groben trieben unb mürben böüig riffig, fo bafj ihre Prüfung nicht möglich mar.

2)e$gt.

2,259

2,197

Suft.

6,6

31,0

Ser ®alf mürbe im Anlieferung?* pftanbe ber* arbeitet, «djen be? Atörtel? unb (Sin* fdjlagen ber $ro= ben mie unter l.

5,0

3,8

0,0

1 9t*£. MFpulber + 3    „ 9tormaFfanb

(9,0 °/o)

(MifchungSberhäFtniß in ($.*X. runb 1: 8,4)

1,924

1,913

l Sag Suft, bann Sßaffer.

2,63

5,9

7,1

17,8

SeSgF.

1,924

1,913

91ur

Suft.

2,62

4,8

11,6

23,2

Ser ßalt mürbe im Anlieferung^ äuftanbe ber= arbeitet, «djen be§ Mörtels bon|>anb, (Sinfchlagen ber groben auf bem ^ammerapparat.

618

2aufenbe 9tr.

Se^etc^nung Oegtü.

Urfprung ber ^Materialien. 9tame beS Antrag* fteflerS

©erntet für 1 £iter

©peji*

einge*

taufen

kg

9JtaI)tfeinl)eit be^in. Korngröße

9tücfftanb in % auf ben ©iebett ftfdjeö Derluft mit ber übergefcfyriebenen Hngafjt SDtafdjen

S ®e,oid>t    ' fül'lqcm

9Jtijrtefmifd)ung ber geftigfeitsproben (Safferanfprudj %)

9taum* genügt ber

geftigfeit

kg

%    5000|2500 900 600| 324| 240 120 60

3«8'

proben g/ ccm

Srucf*

proben

g/ccm

ber (Sr* Härtung

3ugfeftigleit

Srucffeftigfeit

S3emerfungen

in kg/qcm ttad) Sagen

28

60

90

28

60

90

22 ©roufalf (©tütffalf). UrfprungSangabe ni<f)t geftattet.

^Berliner SBaufanb. ©tern * (£ement.

3u ßalfpulber ab getönt

0,379 | 0,679

8u Äalftcig abgeiöfdjt

-    | 1,426

^Berliner SSaufanb 1,608 | 1,911 (Sernent

2,593

lo

ifw

10

CD

iO

05

1    9t.*S. ^alfpuloer +

2    „ 9tormalfanb

(10,0%)

9flifd)ung$i>erl)ältniß in ®.*S. runb 1: 5,8.

48 (Stunbennacfj bem ©infcplagen

1,997 2,000

5 Sage Suft, bann SOSaffer.

1,40

2,24

5,5

15,5

1,288

2,066

CD

DJ

cn

,0

1 9t.*%. ßalfpufoer +

4    „ 23aufanb (8,9%)

äJtifdjungSberpItniß in ($.*S. runb 1:13,3.

1 9t.*S. $alfteig -j-6    „ »aufanb (8,7 %)

9Jtifd)ung@oer^dÜntß in ®.*S. runb 1: 7,4.

2,055

2,068

Se?gl.

2,19

3,83

3,7

7,6

1,997 2,068

6 Sage Suft, bann SOSaffer.

2,59

3,75

4,1

7,3

*) Sie $robeförper zeigten ttad) bem ©ntformen rifftge (Stetten, nidjt entmeieben fonnten, weil bie SJtifdhung m fett mar.

CO

2 —

"g¹

's*

1    9t.*S. talfteig +

2    „ Söaufanb -f-0,2 „ ©tern*(£ement

x)

(12,4%)

ä)tif^ung§öert;ö(tniß in ®.*S. runb 1:2,4:0,2.

2,114

2,158

2 Sage Suft, bann Sßaffer.

7,59

10,51

46,6

95,6

Ser ®alf mürbe §u fJMber unb Seig abgelöfcpt.

a) $ulber. Söfdjbeginn nach 10¹/₂ SEJtin. Söfcp* bauer: SSYaA^in. SOSafferanfprud): 3-2,7%.    9IM-

ftanb: 4,2%.

b) Seig. Söfdfbeginn nacf) 35 SWin. Söfcp= bauer: l Stunbe. SOSafferanfprud): 155%. SRüdftanb: 2,3 %• Atifdjen be§ Mörtel? non £>anb, ©infdjlagen ber großen auf bem £>antmerapparat.

681

23

$t)braulifdjer $atf (©tücffalf)¹) Urfprmtggangabe nid)t geftattet.

3u Äalfpulber abgelöfcpt.

0,488    0,803

2,448

18,68

10,o

4,4

1,0

0,4

0,2

0,0

1    9t.'S. ^atfpufner +

2    „ 9tormatfanb

3 Sage nad) bem ©infd^lageu.

2,000 2,045

An ber

(10,o%)

3Jtif(^ung§0er^ältniß in ®.*S. runb 1: 4,8.

£uft.

5,14

8,45 8,52

11,4 14,5

20,9

*) Öttüpberluft be? Aefcfalfe?: 2,60 %.

(Spemifcfje gufamntenfe^ung in maffer= unb foplenfäurefreiem Buftaube 56,33 %

33,71 „

2,40 „

7,43 „

1 9t. *S. ^altputoer + 4    „ 9tormalfanb

ÄaW .......

9ttagnefia.....

Stiefelfäure.....

Sponerbe u. (SifenoEpb .

©cpmefelfäure ....    0,32 „ (= 0,54% ©ip3).

(8,0%)

9Jtifd)ung$berf)ättniß in ®.*S. runb 1: 9,5.

1,789

1,834 $e?gl.

3,34

4,09 3,53

3,5    6,9

7,7

Ser ®alf mürbe gu Dulder aBge= löfcbt. ßöfcfiBeginu naj^ 48 SDliit. Söfcftbauer:

1V₂ @tb. SOSaffer* anfprucf): 23,3 %• »fftanb: 3,7 o/₀. Sa? Äalfpulüer lagerte 10 Sage. Atifcben be? SUtörtel? üon §anb, ©infcblagen ber groben auf bem Jammer' apparat.

709

24

9tüber8borfer Ijpbraulifdjer Äalf (Äalfpufoer).

gettfatf aus 9tüber$borfer SBeißtaH.

3m Anlieferung?' äuftanbe.

0,660 | 1,122 9?über?borfer Settfal! (talfteig).

—    | 1,252

2,639

15,6

68,7

24,0 20,0 8,0

4,0 1,0 0,8 0,2 0,o

1    9t.*£. Äalfpuluer +

2    „ Sufffanb

2 Sage nadj bem ©infcplagen. 2 Sage

1,764 1,715

(29,0%)

TOfdjunggnerljättniß in ($.*S. runb 1: 2,6.

Suft,

bann

SOSaffer.

— 16,1 19,2 23,0 — 63,4 96,6

110,3

Sufffanb

Sufffanb.

0,929

1,427

2,417

©epalt an £oplrcht--men 41,0%

8,0

28,0 23,0 20,0 17,0

9,0 3,0

19t.*S. Äalftcig(8uftfalf)+ 2    „ Sufffanb

(23,5%)

9Jtifdjung8berf)ältniß in ®.*S. runb 1: 2,0.

1,691 1,704

Aur

Suft.

8,5    7,5    7,4    — 56,9 62,3

76,6

Ser ppbraulifdfe ®alf tourbe im Anlieferung?^u= ftanbe Verarbeitet.

Ser gettfalt mürbe §u Seig abgelöfcpt. Ser Sufffanb bor ber Prüfung getroctnet.

Atif^en be?

Alörtel? von ^anb, ©infcplageu ber groben mit 50 Silagen be? Jammer* apparate?.

§t)braulifdjer $atf ofjne Angabe über ben Urfprung (Mfpulber).

^tntr.: 9teg.*93mftr. §affe gul^atte a. ©.

3m Anliefe* rung?suftanbe.

0,775    1,315

2,615

15,04

30,0

23,0

17,0

14,0 12,0 10,0

6,0

4,0

1 9t.*S. $alfpufoer + 3    „ 9tormatfanb

(10,0%)

3fttfd)ungSüer§ältuiß in ®.*S. runb 1: 4,4.

2,070

2,025

4 Sage Suft, bann SOSaff er.

1,63

1,9

4,7

Serval! mürbe tm Anlieferung3§u= ftanbe üerarBeitet. AlifdBen be§ Aiörtel? von ^anb, @tnfcf)lagen ber groben auf bem §ammer= apparat.

Sttittp. t. SS. 1902.

38

2aufenbe 9fr.

^eseidjnung be^iü.

Urfprung ber Materialien. 9frme be$ Antrag* fteüerg

®eitnd)t für 1 Eiter

einge*

laufen

einge*

rüttelt

kg

kg

MaWtfeinfjeit öegro. Korngröße

@pegi^ mty* fifdjeS üerluft mit ber übergefdjriebenen Süu^al)! Mafien für 1 qcm

Sftücfftanb in % auf ben @teben

©eroitöt

Mörtetmifdjung ber geftigfeitSproben (Safferanfprnd) %)

91aum= gewidjt ber

gefligfeit

%    5000 2500 900 600 324 240 120 60

B«9=

proben

g/ccm

2)ru&

proben

gjccm

ber (Sr* Härtung

Bugfeftigfeit

2)rucffeftigfeit

SBemerfungen

in kg/qcm nad) Sagen

28

60

90

28

60

90

758 26 2)otomitfatf (ßalfpufoer) Urfprunggangobe nidjt geftattet.

3u $utber abgelöfcf)t.

0,413    0,714    2,177

27,49 17,0 13,0 2,6 l,o 0,6 0,2 0,0

1 $.*£. ßalfpufoer + 3    „ Dfrrmalfanb

(10,o%)

MifdjungStierWättmß in ©.*£ runb 1:8,2 SeSgl.

1,997

1,966

1,997

1,966

Sin ber ßuft.

Sin ber ßuft, jebod) alte

5 Sage 15 mn. unter SBaffer getauft.

2,58

3,29

5,62

7,0

10,6

16,0

Ser jum St)eil noch ungelöfdjte Äall mürbe burcf) 3ufa& bon io % SBaffer bößig m Sßulber abgelöfdjt u. lagerte 7 Sage. 3Jtifd)en be§ hörtet« tmn $anb, (Suifdjtagen ber großen auf bem |>ammer= apparat.

765

27

©rctufalf aus bem $alf= wert öon (Srnit §ornf)eim 3U Äijjlrifc Oleuß j. 2. (@tücffalf); berliner S3aufanb.

3u Mfpulber abgelöfcfjt

0,404 | 0,760 berliner Sfaufanb 1,535    1,842

1    9t *S. ^altputner -f-

2    „ berliner SBaufanb

(10,o%)

Mtfd)ungSt>erl)ä(tniß in ©.»S. runb 1:5,8.

2,172 2,138

Sin ber ßuft

5,23

10,9

Ser ÄaW mürbe §u $ulber ah-gelöfdjt unb lagerte 13 Sage.

SJiifdjen be§ 9)törtel§ bon $anb, ©iufcfilagen ber groben auf bem ^ammerapparat.

782

28

Äal! aus bem Äalfiüer! non ®uftan Ärufe, 2)ampf= gtegelei nnb (Sementfabrif Eamalbau gu ©rünberg i. @$1. (talfpufoer)¹).

$m 5lnlieferung§s juftanbe

0,806 | 1,391

26,0 24,0

14,o

10,0 6,0 4,0

0,o

1 9t«S. Äalfpufoev + 3    „ 9?ormatfanb

Stacb bem Slb = löfcfjen mit 7,5% SBaffer

(H,o%)

MifdjungSüerf)ältniß in ©.*S. runb 1:4,9.

2,129

2,065

5 Sage ßuft, bann ^Baffer.

1,67

3,08

3,40

7,1

11,2

13,7

0,706

1,181

2,724

17,58

22,0 19,0 11,0 7,0 5,0 3,4

0,o

©e$al.

2,129

2,065 ßuft.

5,7

5,6

5,8

20,0

26,6 33,2

SeSgl.

2,129

2,065

Sin ber ßuft, jebocf) bom 60. Sage ab alte 5 Sageein= mal mit SBaffer ange= feudjtet.

10,8

38,2

Sa§ Mfpulber mürbe burcf) 3ufa$ bon 7,5 % SBaffer meiter abgelöfcf)t unb lagerte 24 ©tunben. 9ttifcf)en be§ SttörteI§bon#anb, (Sinfdjlagen ber groben auf bem |)ammerapparat.

830

29

§pbraulifd)er $alf aus ben ^öeocftner (£ement* fabrifen „Union" Ü^eblic^, Dtjrenftein & @pi£er $u SBeocfin in Ungarn (ßalf* pufoer)⁸).

3nt Slnlieferung§= guftanbe

1 ®.*S. $alfpufoer -|-3    „ Dfrrmalfaiib

0,771

1,236

2,693

17,28

31,0 27,0 6,0

2,4 0,4 0,0

(12,0%)

l Sag nacl) bem ©infdjlagen.

2,201 2,141

1 Sag ßuft, bann SBaffer.

11,5

16,8

64,6 107,3

Ser ®alf mürbe im StuIieferungS* 5uftaube ber= arbeitet.

SJtifcbeu be§ hörtet» bon £aitb, ©iufcbtagen ber groben auf bem ^ammerapparat.

Suftanb:

i) (Sfcemifcfje 3Ufammenfefcung be§ abgetönten taltputberS, Bezogen auf ben au§gegl«bten (maffer* unb fofjlenfäurefreien)

mt........

Sflagnefia......

^iefelfäure .....

Sljonerbe unb @ifeno£pb . 9Jtanganoj;t}bo£t)buI . . ©djmefetfäure . . . . ©anb.......

²) (Sbemifdfe Bufammeufenuug bes ^atfputber^, bezogen auf ben au§geglüt)ten (maffer^ unb foplettfäurefreien) Buftanb:

Statt........

Äiefetfäure.....

Sljonerbe unb ©ifenogpb

SJtagnefia......

©djmefelfäure ....

Unaufgefd^Ioffener Slüdftanb

Ser Satt baub, mit 53% SBaffer angemadjt, in 10—12 ©tunben ab bei einem (5rl)ärtung§anfang bon etma 4V₄ ©tunben. Sie SBärme ert)öf)te ficb um 1,3 C°.

Siaumbeftänbigteit: Äucben au§ reinem Ä'attputber (mit 53% SBaffer) unb l 9t.=S. föaltputber -f 3 9t.^S. Slormalfaitb (mit 18,5% SBaffer) auf ©la^ptatten au§gebreitet, bie entmeber an ber ßuft ober 1 Sag an ber ßuft unb bie übrige 3eü unter SBaffer erwarteten, blieben eben, fdjarftantig unb riüfrei.

Slbbinbe^eit:

68,99 % 16,35 „ 10,09 „ 2,41 „ 1,82 „ 0,53 „

38%

Söegei^nung Bcgtt).

Urfprung ber Materialien, darrte be$ Antrag» fteüerg

(Semidjt für 1 Siter

einge*

laufen

einge*

rüttelt

Maplfeinpeit begiü. torngröße

@pe3i* ®iüp* ftfdje$ Oerluft mit ber ü&ergefcpriebenen Slnjöljl Mafien (Seroicpt

föüdflanb in % auf ben (Sieben

für 1 qcm

Mörtelmifcpung ber geftigfeitöproben (Safferanfprucp %)

9faum* gemidpt ber

geftigfeit

kg

kg

%    5000 2500 900 600 324 240 l20j 60

884 30 §pbraulifd)er $alf aus ©rojeöfi in Rumänien.

(talfpuloer.)    0,819

$ntr.: 9teg.*SBmftr. $affe 3u §aüe a. ©.

3fm Slnlieferung§--guftanbe

1,336    2,695

9,35 26,0 22,0 11,0 8,0 6,0 4,8 2,8

0,o

1 9t*S. ^alfpulner -f-3    „ 9?ormalfanb

(10,0%)

Mifdpungsoerpältniß in ®.*S. rnnb 1: 4,3.

£)rud> proben

g/ccm

2 Sage nach bem (Sinfd) lagen

3«9=

proben

g/ccm

2,128

2,079

ber (Sr* pärtung

Bugfeftigfeit

SDrucffeftigfeit

in kg/qcm nad) Sagen

7    28    60    90    7    28    60    90

3 Stage ßuft, 5 o bann S&affer.

CO

CO

Sie Körper maren oöüig aufgemeicht.

'00

CO

Sie Körper maren böttig aufgemeidht.

33emerfungen

J) Äoplettfäure . . .

SBaffer.....

Älefelfäure ....

ftalf......

(hierbon 17,84% an 25,48% ©d)mefelfättre ge= bunben)

. .    7,65    %

.    .    5,70    „

. . 10,86 „

. . 42,96 „

SRagnefia......

©ifenogtjb unb Shonerbe .

«JRangaitoshb.....

©d)mefelfäure.....

( = 43,32% [®ip3])

Sllfalien.......

Äohlenftoff......

0,65% 2,51 „ 0,23 „ 25,48 „

3,85 „

0,11 „

Sa3 anffaüenbe Verhalten ber geftigfeit§probe= törper (SRücfgang in ber geftigfeit unb fcblieklid) ööKigeä 5lufmeichett ber groben) oeranlafcten ben 2ln= tragfteller eine Slnalnfe anfteüen 51t laffen, bereit (Sr* gebttiffe ber Stnftalt bereitmiüigft mitgetheilt würbe (fietye Sinnt l). Sie Slnaipfe liefe barauf fließen, bajs ba§ Material eilt ©entifd) att§ $ip§, ftalfftein unb ©d)fade war, welkes in golge be§ ©ip§gehalte§ anfänglich ftarf angog unb abbanb, bei längerem Sägern im SBaffer jebocfe gerfiet-

Ser^alf mürbe im 2lttlieferuitg§äu» ftanbe berarbeitet. «IRifchen be§ «JRÖrtelS bon Itanb, (Sinfchlagen ber groben auf bem $ammer= apparat.

$nt SlttlieferungS-' guftanbe

1 Sag nad) bem (Sinfdjlagen

898

31

(Sementfalf (Äctlfpufoer) aus bem $alfmerf non g.§. ^BÖfd^e. (Srmölebener tulfnmf 3U Magbeburg.

1    9t.*S. (Sementfalf +

2    „ 9?ormalfanb

0,710

1,288

(12,5%)

Mifcpunggüerpaltniß in ©.*£. rnnb 1:3,1.

2,012

2,076

Sln ber Suft.

8,1

49,3

®alf unb @anb mürben nach er= folgtet Sroden-mifdjung %u einem teilengerechten «JRörtel angemacht, ber 24 ©tunben lagerte u. hierauf²) — nach tüchtigem Surcharbeiten — auf bem Jammer* apparat in bie formen einge= fchlagen mürbe.

$m 3lnlieferung§= guftanbe

1    9t*£. (Eementfalf +

2    „ 9tormalfanb

957

32

(Sementfalf (talfpnloer) auö bem föalfmerf non §.§. 23öfcpe. (Srmölebener talfioer! ju Mogbeburg.

0,789

1,281

(12,2%)

Mif^ungönerpältniß iti rnnb 1: 3,0.

2,143

2,161

3 Sage Suft, bann SBaffer.

12,0

89,5

SeSgt.

2,143

2,161

«Rur

Suft.

7,7

41,8

Äall uttb ©anb mürben nach er* folgtet Sroden* ntifchnng gu einem feilengerechten «JRörtel angemacht, ber 48 ©tunben lagerte u. hierauf — nad) tüchtigem Surd) arbeiten — fo lange auf ®ip§: platten au§ge= breitet mürbe³), bi§ er ben Sujtottb ber ©rbfeudjte er= langt hatte u. gum (Sinf^iagen ge* eignet mar. (äinfchlagen ber «Jßroben mie unter 31.

33

©raufalf auö ber $alf* brennerei non (Safpar @tf)ük 311 -fteubof bei Saavlouiö. (Stücffalf.)

3u Äalfpulber abgelöfdjt

0,409*) 0,717*)

5 kg ©tüdfaif er= gaben 6,48 kg begm.

15,8 1 | 9,0 1

Äalfpulber

S3ei+98C°

getrocfnet

2,383

22,6

7,0

1,8

0,5

0,3

0,2

0,o

1    9t.*S. $alfpul0er +

2    ,, Sftormalfanb

(10,o%)

Mifdpnng^nerpältniß in ®.*S. rnnb 1 : 5,5.

3 Sage nach bem ©infdjlagen

1,968 1,994

8 Stage Suft, batttt SBaffer.

2,4

3,6

9,3

14,0

*) «Rad) bem Slbfieben be§ 14 Sage alten ®alfpulber§ auf bem 120=9Rafd)enfieb. ²) Ser SCRörtel mar iugtüifcfeen fteif gemorben (hatte angegogen).

„ gurn (Sinfcfjlagen gu feucht.

Seögl.

1^alfpulner +

4 „ 97ormalfanb(7,o%) Mifcpunggnerpaltniß in rnnb 1: ll,o. Seögl.

1,968

1,994

1,837 1,820 1,837 j 1,820

«Rur

Suft.

7 Sage Suft, bann SBaffer.

«Rur

Suft.

3,1

5,5

16,7

22,1

1,4    2,2

- | 2,1 | 2,4

2,7

4,5

5,5 | 8,7 | —

Ser ©tüdfalJ mürbe gu J^ulber abgelöfcht. Söfchbeginn nach 25 «JRin. Söfdh* bauet: 1V2 ©tbe. 2Baffer=

berbrauch: 38,0%-Sa§ ^alfpitlber lagerte 14 Sage.

«IRifchen be§ «JRörteI§bon$anb, (Sinfdhlagen ber «groben auf bem |>ammerapparat.

2aufenbe 9?r.

53egettf)nuiig be^m.

Urfprung ber Materialien. Partie beS Antrag-fteüerg

®emid)t für 1 £iter

Ma^feinfjeit begiü. Korngröße

eilige* einge» laufen rüttelt kg kg

9?ü(fftanb in % auf ben (Sieben fifc^eö nerluft mit ber übergefcfyriebenen 2tngal;l Mafien für 1 qcm

®eimd)t

%    5000 2500 900 600 324 240| 120l 60

Mörtelmifdjung¹) ber geftigfeitöproben (Safferanfprudj %)

91a um* t&eroidjt ber

geftigfeit

3ufl*

proben

g/ccm

2)rud*

proben

g/ccm

ber (Sr* Wartung

Sugfejiigleit

2)rucffeftigfeit

SÖemerlungen

in kg/qcm nadj £agen

28

60

90

28

60

90

1269 34 Sementfalf ofjne Angabe 3tot 2lntieferungS< aefetunal über beit Urfprung (kalf* suftanbe. pnfoer). berliner Mauerfanb.

Suftanbe.

45,0

35,0 30,0

28,0

t>0

ad

1 9i.*£. talfpulner +

7 berliner Mauerfanb

(5,3%)

MifdjungStierpltniß in <&.*%. runb 1: 10,4

2,026

1,941

3ln ber Suft.

4,1

5,9

10,7

20,0

64,1 43,8

CO

05

f—i

oovj;

1 91.•%. $alfpulöer -f-4    ,, Sormalfanb

x) Südftanb auf bem 20;9Safcbcnfiel> : 0,9%.

/,    u n    „    • 0,0    „

²)    ©rgiebigteit bon 10 1 = (9,330 kg) taltputber (etn= gelaufen).

³)    @rgieöigteit bon 101 = (13,770 kg) ®alfbulber (ein= gerüttelt).

⁴)    Gepalt an £oblräumen: 29,i %. (S5e^att an abfcblämm= baren Seftanbtbeilen: 1,03%.

⁵)    Südftanb auf bem 2Ö=Siafcbenfieb = 2,5%

(9,3%)

MifdjungSOerbäUniß in (§>.=£. runb 1: 5,4

2,012

1,946

7 Sage ßuft, bann Sßaffer.

0,7

2,1

3,6

10,4

9=

4»

= 1,5 „

⁶) 2)er Störtet mar injmifi

= 0,6 „ = 0,2 „

2)eögt.

2,012 1,946

Sur

ßuft.

2,2

4,0

9,9

19,7

te angejogen).

1353

35

(Sraufalf (grob gemahlen) u. ^alfpultter¹) Urfprung^ angabe nic^t geftattet.

Söaufanb.

Sad) bem Stablen beS ®raufalfeS u. Sermifcben mit bem Äalfpulber.

0,962    1,554

Sei+98 C° getrodnet.

2,892

29,o

6,0 2,2 1,9 1,7

1,5 0,9

Seines talfpuloer (28,5%)

3 Stage nacfj'bem (Sinologen.

1,793 1,814

Sorntalfanb.

Saufanb 1,501 | 1,784

Sormalfanb 1,415    1,695

1 9t.*£. talfpnloer + Sormalfanb

(10,4%)

MifdjungSberbältntß in <$%£. runb 1: 3,7

2,085 2,085

4 Sage

Suft,

bann

Sßaffer.

5 Sage Suft, bann SBaffer.

12,3

19,3

18,6

60,5

101,1

124,6

4,8

7,2

8,0

19,3

29,3

43,1

0 ©b^rrttfd^e Bufantmenfe^ung (im SnlieferungSpftanbe)

®iefelfäure ......

Sbonerbe u. ©ifeno£pb . .

Äalf........

SSagnefia.......

©cbmefelfäure.....

Unaufgefd)toffener Südftanb . . 13,33 „

©lübberluft........ 9,64 „

(bierbon bbgroffopifcbeS SJaffer: 0,17%) Seft (Sllfalten) . . .

18,47 % 8,50 „ 47,70 „ 1,20 „ 0,68 „

•    •    0,56 „

1 9l'Z. .^altpumer +

3    „ Saufanb (10,o%)

Mif^ungöberhältniß in runb 1: 4,0

2,070 2,028

5 Sage ßuft, bann SBaffer.

7,0

10,7

12,9

23,9

36,5

45,1

1616

36 $alf aus bem (Sement* falfmerf non g. fetter gu 2l£enborf (talfpuloer). (Slbfanb. berliner Mauer* fanb. üftormalfanb. 2lntr.: £ie£ rntb §abn $u Berlin.

Snt SnlieferuitgS--pftanbe

0,849    1,275

Set + 98C0 getrodnet.

2,886

4,89

22,0

7,0

3,8

2,9

1,8 0,2

0,o

"o> O?

s)

17,6

©Ibfanb

1,614 j 1,867

berliner Stauerfanb 1,570 | 1,858

Sorntalfanb

⁴)

2,671

⁶)

2,650

²)    ©rgiebigfeit in l bon 10 1 Äatfpulber (eittgelaufen) ober 8,400 kg.

³)    „    „ l „ 10 1    „ (eingerüttelt) „    12,750 kg.

*) ©ebalt art ^oblräumen: 30,1%; (Gepolt an abfd)lämmbaren Seftanbtbeilen: 0,08 %. ⁵) Südftanb auf bem 2o^90?afd^eitfteö = 18,0 %

= 8,0 „

n    u h    *1'    n    ~~ 0,0 „

⁶)    ©ebalt au -Söoblräumeit: 29,9%; (Gepalt an abfcblämmbaren

⁷)    Südftanb auf bem 20*9Safcbenfie& = 2,0 %

Seftanbtbeilen: o,44 %•

98,0 96,0

74,0 63,0

⁵)

— 86,0 62,5

— 39,0 16,5

38,5

⁷)

0,5

1 91.*%. ^alfputber +    2 Sage nach bem

7    „ berliner Mauer* ®infcblagen.

2,055 2,011

fanb (8,2%) Mifc^ungötierbältniß in ©.*2:. runb 1:11,3

1 9t*£. ^alfpulüer +

5    „ CSlbTanb (7,8%)

Mifc^unggbertiältniß in ®.*£. runb 1: 8,2

1 91.*£. talfpulüer + 4    „ 9?ormalfanb

Mifc^unggöer^iiltniß in (SJ.*$. ruttb 1: 5,8

£>eög(.

2,172

2,141

(8,7%) ^997

1,997

2,045

2,045

5ln ber ßuft.

Sin ber ßuft.

3 Sage ßuft, bann SSaffer.

Sur

ßuft.

2,3

Irl

2,9

3,8

5,9

6,0

15,7

5,0

8,6

18,7

3,1

4,7

11,1

5,4

7,2

17,3

4*

= 0,5 „

x) Ser Störtet mar pm (Sinfcblagen $u feucht. ""    „    „ inaraifcben fteif gemorben.

Äalf unb ©anb mürben nadE) er^ folgter Sroden--mifcbung §u einem letlengerecbten Störtet angemacbt, melier 6 ©tunben fteben gelaffen⁶), bann tüchtig burcb= gearbeitet u. nach meiteren 6 ©tun= ben fo lange auf ®ip§platten au§= gebreitet, bi§ er ben 3«ft<mb ber ®rbfeud^te erlangt batte.

(Sinfcblagen ber groben mie unter 31.

2)em ^alt bejm. troctenen ©emifdb au§ Äalfpulber u. ©anb mürbe fobiel SJaffer sugefefct, baB ein breiartiger Mörtel entftanb, melcber gut burcb= gearbeitet mürbe unb 12 ©tunben lagerte, hierauf mürbe er nochmals gut burcbgearbei= tet u. auf ®ip§= platten fo lange auSgebreitet¹), bis er ben sunt @in* fdilagen geeigne* ten geucbtigleitS* grab erlangt batte.

Sor bem @in= fiblagen mürbe er nochmals burcb= gemifdit.

2)aS (Sinfcblagen erfolgte auf bem §ammerapparat. t)em trodeneit (Semifcb auS ^al!= pulber unb ©anb mürbe fobiel SSaffer pgefe^t, baB ein breiartiger SOiörtel entftanb, meldjer gut burdb^ gearbeitet mürbe unb 6 ©tunben lagerte, hierauf mürbe er nochmals gut burcbges rührt²), meitere 18 ©tunben auf* bemabrt u. bann folange auf ©ips= platten auSgebrei* tet¹), bis er ben jum ©infcölagen geeigneten $eu<b= tigleitSgrab er= langt batte. Sor bem ©infcblagen mürbe er nochmals burcbgemifcbt. @infcblagen ber Stoben mie unter 35.

CO

CO

<£>

$t)brauftfd)e $atfe.

§pbrauttfd)e tatfe.

28?

rH

10

CG

r²

2aufenbe 9^r.

^Bezeichnung begrn.

Urfprmtg ber Materialien. 9?ame beö Antrag* fteHerö

®emid)t für 1 £iter

einge*

taufen

@pegi*

nm

2 ®eluid’t

Mahlfeinheit hegm. Korngröße

nertuft mit ber übergefcfyrtebenen ^Cngat^I Mafien

für 1 qcm

Sftücfftanb in % auf ben (Sieben

MÖrtetmifdjung ber geftigfeitsproben (Safferanfprnd) %)

Sftaum* gemixt ber

geftigfeit

kg

kg

%    5000 2500 900 600 324 240 120 60

3ugs 2)rucf* proben proben

g/ccm

ber (Sr* Härtung

Bugfeftigfeit

Srucffeftigfeit

SBemerfuugen

in kg/qcm nad) Sagen

7    28 | 60    90

28

60    90

1745a 37 ©dpnargfalf (lothringer $atf) aus ber gabrif non % ©atterin 3U 2eS Korbes 0,717 bei Me£ (^alfputoer)¹)-«Intr.: §. & g. SBreitenberger gu gont) aup$lrcheSb.Me£.

Bm Slnlieferungl* Sei + 98 C° guftanbe getrodnet

²)

1,111    2,614    27,21 38,0 - 24,0 21,0 19,0 16,0 9,0 2,7

io 1 ®altputber (= 9,h kg) er* gaben mit 5,76 kg = 63,0% Gaffer gu einem bünn* flüffigen 93rei an* gerührt, nad)

7 ^agen Lagerung 9,7 1 falfbrei mit 14,9 kg (Semidjt.

1745b 38 ©dpnargfatf (^fätger Äatf) aus ber gabrii non 2öeber n. (Sie. gu SBticfmeiter i. b. 0,643 <Pfatg (tatfpntber)³).

9lntr.: biefetbeit.

$m Slnlieferungl* $8ei + 98 C° guftanbe getrodnet

1,046    2,454    21,40 24,0 —    6,5 4,0 2,3 1,8 0,9 0,4

10 1 Mfpulber (= 8,415 kg) er* gaben mit 5,32 kg = 63,0% Söaffer gu einem bitnn* flüffigen 93rei an* gerührt, nad)

7 Sagen Sagerung 9,11 ftalfbrei mit 13,58 kg ©emtdjt.

3u $ulber ab* gelöst, nnabgefiebt

3142 39 ®äSu”p?5ä o-⁵⁷⁷i°'903 2'601 2o'°⁸ -

fall)⁶).

©anb ohne Angabe über ben Urfprung.

5tntr.:sßaut@c^mibtSobn. 0,o72 | 0,940 3nl). fßfjü. 2oreng ©dimibt 5 kg ©tüdfa« gu äBorm« a.    ei’9aabge!öfItUtÖer

11,0 11,0 6,0 4,0 l,o 0,o —

2luf bem 60*9ttaftf)enfiebe ab gefiebt

1    $alfpulner +

2    „ ©anb (7,5%) Mifchungsnertjältniß in

©.=£. runb 1: 4,6

9 Sage nach bem ©infdjlagen

2,099

2,023

9ln ber Suft

4^ SSSoc^en

’S? SBocben

¹⁰

*00 2ßod)en

*)

:)

11,4 1 | 7,3 1

®e«gl.

2,099! 2,023

©anb

1,603    1,842

9 Sage Suft, bann «Baff er

II

<-{ o arco

s s

II

«

ii

«<*

s§

Ser ©tüdfalf mürbe gu Aulner abqelöfcfjt. Söfdjbeginn nach

4.5    9Jiin., Söfdjbauer

2.5    ©tb. Sßafferoerbraud)

32,0%.

Steinige 9tüd* ftftnbe 10,9%. 9J?ifd)en bei 9ttör= teil u. (Sinfdpageu ber groben bon ■öanb.

l) (Sfjemifdje Bufammenfefcung

³) (Spemifd)e Bufamntenfefcung

mefetfäure.....

®ifeno£pb unb Sponerbe Äaff.......

.    13,80% .

SJtagnefia . .

©djmefelfäure .

Unaufgefdpoffener 9Jüdftaub ....    5,83 „    .

17,21 „    .

©lübberluft SReft (Slffalien)

.    6,85%

.    3,92 „

. 56,83 „

⁵) (Sfjemifcbe Bufammenfefcung bei Äalfpulberl

.    .    .    .    3,25%

. . . 20,08 „ OJttauganöerbinbungen)

²) 9?üdftanb auf bem 20=9)?afd)enfieb: 0,2%.

0,0 „

⁴) 9üidftanb auf bem 20=9ttafd>enfieb: 0,2 %•

0,0 „

⁶)    Unter Bugrunbelegung bei Sitergemid)tl im eingelaufenen (unabgefiebten) Buftanbe.

⁷)    Unter Bugrunbelegung bei Sitergemid)tl im eingerüttelten Buftanbe.

9*

9-

05

CO

9lv.

2aufenbe %lx.

^Bezeichnung beglu.

Urfprung ber Materialien. Sftame beS Antrag* fteCCerö

©eiüidjt für 1 2iter

@pe$i»

einge»

laufen

eingc*

rüttelt

fifdje$

®en)id)t

kg

kg

Mahlfeinheit begtt). Korngröße

mw

toerhtft mit ber ü6evgefd)riebenen 2fngahl 9D?afcf)en für 1 qcm

Sftücfftanb in % auf öen @ieben

5000 2500 900 600 324 2401 120 60

Mörtelmifchitng ber geftigfeitöproben (Safferanfprudj %)

9?aum* gemixt ber

geftigfeit

Srucf»

proben

g/ccm

2155

3nt 31nlieferung§äuftanbe 2,703

40 ©acffalf aus bem $alf*

wert oon 3. Cannes gu    ,

SieSborf i. Sothr. (ftalf* % e ‘    *

Puloer)¹)- ‘ÄST

©cblacfenfanb.    56% SBaffer

3,7 1²) | 5,6 1⁸) ©d)la(fenfanb 1,051 I 1,347

12,77 30,0 — 14,0 12,0 8,0 6,0 0,6 0,o

1    $1.*%. Mfpulber +

2    „ @d)lacfenfanb

(15,0%)

Mifd)ung8t)erhöltniß in ®.»S. runb 1 : 2,3

3ufl»

proben

g/ccm

3 Sage nach bem einfdjlageu 2,055 1,935

ber ©r» tjartnng

3 Sage ßuft, bann Sßaffer

GO

Ol

CO

a.

'Xi

Se$gl.

2,055

1,93:

Bugfeftigleit

Srucffeftigfeit

sBemerfungen

28

21,2

22,8

in kg/qcm nad) Sagen

60

90

28

60

90

103,8

101,8

Ser ®atf mürbe im 9InlieferungS» pftanbe üer= arbeitet.

«öfifcben beS 9ttör» telS u. Ginfchlagen ber groben mie unter 39.

2218

41 Sementfalf au$ ben Öfter» 9m 3lnlieferungsäuftanbe roicfer (Sementfalf* unb 0,863 | 1,384    3,061

talfioerlen, 3t^b»§erbft u. ©ohnefinb zu Dftermicf a. §arz (Äalfpufoer)⁶). berliner Mauerfanb;

^ormalfanb.

10 1 Mfpulüer ergaben mit 180% Söaffer

__o_

of

_o

1 9t »S. ^olfpnlber + 4    „ ^ormalfanb

(22,0%)

Mifd)unggt>erhctftniß in (§>.*£. rnnb 1: 5,5

2 Sage nach bem eiufdjlagen

2,143 2,118

3tn ber ßuft

2,2

4,6

9,7

24,1

⁶)

⁷)

14,5 1 I 24,4 1

berliner

Sftauerfanfr⁸)

1,536 | 1,840 Sftormalfanb 1,402    1,680

1 9t*£. Mfpufoer + 5    „ Mauerfanb

Ol

Ol

(20,9%)

Mifd)ung$oerhältniß in ®.»£. runb 1 : 7,5

1 9t»£. Mfpufoer + 7    „ Mauerfanb

(20,5%)

Mifd)ungöt>erhciltmß in ®.*%. runb 1 : 10,5

2,172

2,138

SeSgf.

2,4

6,1

7,4

18,0

2,187

2,124

SeSgt.

2,6

6,1

7,1

16,1

2283

42 $t)braulifdjer $alf (Äalf* puloer), Urfprunggangabe nicht geftattet.

3m $tnlieferung§äuftanbe 0,922    1,565    2,885

11,11 11,0 —    0,7 0,5 0,1 0,o

1 ®.»S ^altpuber + 3    „ ^ormalfanb

(10,o%)

l Sag nad) bem einfdjlagen 2,318 2,231

1 ^ag Suft, bann SBaffer

9,3

19,5

80,0

145,6

$alf unb ©anb mürben nad) er» folqter Srocfen» mifchung mit SBaffer gu einem feil eng er echten Sttörtel ungerührt, melcher 6 ©tunbeu lagerte, bann gut burchgearbeitet u. fo lange auf ®ip§* platten au§gebrei= tet, bi§ er ben gum ©infchlagett geeig= neten geuchtig» feitSgrab erlangt hatte, hierauf mürbe nochmals tüchtig burch» gemifcht. ©infchlagen ber groben auf bem ^ammerapparat.

Ser Äalf mürbe im 2lnlieferungS= äuftanbe üer= arbeitet. SDtifchen beS SJtörtelS im SOlörtelmifcher, @infcf)Iagen ber groben auf bem 4>ammerapparat.

2364

21nlieferung§suftanbe

43 §t)braulifd)er $alf ($alf»

puloer), Urfprnng«angabe 0 942    ₁ 548

nicht geftattet.    '    '

12,0

0,4 0,2 0,0

1 ©.»£. talfpuloer + 3    „ 9?ormalfanb

(10,o%)

l Sag nach bem einfdjlagen 2,332 2,234

i Sag ßuft, bann SSaffer

10,4

17,4

94,2

144,0

SBie üorhin¹) (42),

J) ©hemifdje Bufammenfebung:

föiefelfäure.........

©ifenoEpb unb Shonerbe ....

ÄflH...........

9ttagnefia ........

©cfjmefelfäure........

Unlösliches.........

Glüljüerluft.........

. .    15,54%

⁵) (Shemifdje Bufantmenfefcung:

Äiefelfftute.........

©ifenojpb unb Sljonerbe ....

Äalf...........

SD^agitefia.........

©chmefetfäure........

Unlösliches.........

Glüljüerluft ........

10,21% 3,84 „ 78,83 „ 0,80 „ 1,33 „

4,87 „

²) ©rgiebigfeit üon 5 1 (= 4,125 kg) Mfpulüer ein=

⁶) ©rgiebigleit üon 10 1 (= 8,630 kg) ßalfpulüer ein>

gelaufen.

gelaufen.

³) ergiebigfeit üon 5 1 (= 6,340 kg) Mfpulüer ein» gerüttelt.

⁷) ergiebigfeit üon 10 1 (= 13,840 kg) ®alfpulüer ein»

⁴) «Rüdftanb auf bem 20=9)fafcbenfieb: 21,5%

gerüttelt.

⁸) Gehalt au abfdjlämmbaren S3eftanbtfjeilen: 0,55%.

!) Ser ®alf banb, mit 43,0% SGßaffer angemacht, in 10 ©tunben ab bei einem (SrhärtungSanfang üon 25 3ttin. SSärme=

9-

6,0 „

4*

1,3 „

1»

0,0 „

erhöhung• 2 2 C®

Äudjen aus reinem ftalfbrei, auf Glasplatten auSgebreitet unb 1 Sag an ber ßuft, bie übrige Bett unter äBaffer erhärtet, blieben eben, fcharffantig unb rifcfrei.

39^

ftr.

JO

23e3eid)nung begro.

llrfprung ber Materialien. 9?ame beö Antrag* fteüerö

©eiDidjt für 1 2iter

3Wal)ffeinbeit begtu. Korngröße

einge* einge^ laufen rüttelt

kg | kg

©pe^i*

ftfd)e$

@emid)t

Perluft

D^ücfftanb in % auf ben ©ieben mit ber übergefc^riebenen SOt^abl S^öfc^en für 1 qcm

MÖrtelmifc^ung ber geftigfeitfproben (Safferanfpruc^ %)

Sftaurn* gemidjt ber

geftigfeit

5000 2500 900

600 324j 2401 120j 60^

%xt

Bugfeftigfeit ||

S)rucffeftigfeit

Bernerfungen

3ug= 5)nt(f* proben proben Ortung

in kg/qcm nad) Klagen

g/ccm g/eem

7    28    60    90    7    28    60    90

2411

44

§t)branlifd)er ,^alf (©tücf* ialf) 9?atur ^ (Sementfalf C^ulPerform) ^auerfanb 5lntr.: Bauleitung beö Neubaues be§ ©efdjäftö^ baufeö für bie (Simt* abtl)eilungen beö 2anb^ unb 21mt8gerid)t$ I ^u Berlin.

3u fßitlner abgelöfcbt unb abgefiebt

0,407 | 0,735 | 2,347

(Sententfalf im Anlieferung^ guftanbe

0,943 | 1,436 | 2,937 SAauerfanb

1,639 | 1,923    2,659 0

19,28

7,15

4,0

2,o

1,4 1,3

1,0 0,9

16,0

10,0

83,0

9,0

4,0 3,0

65,0

0,5

0,2

30,0

15,0

1    ^alfpuloer +

5    „    2Jiauerfanb (6,0%)

2ftifd)ung@oerf)ältniß in rimb 1:15,6

1    ^alfpulber -{-

8    „    2ftauerfanb(5,o%)

9ftifdjung$t)erf)ältmf$ in ©.*£. runb 1: 25,0.

3 Sage nach bem ©infd)Iagen

2,070

1,980

i Sag ßuft,³) bann SSaffer.

14 Sage alt

OD

P' 14 Sage

alt

00

CD

2,055

1,935

Aur

ßuft.

To

CO

IO

CD

in

00

1 9t.*%. (Sementfalf +

5    „ 9Jiauerfanb (7,9 %)

äflifdjunggoerbältniß in vunb 1:7,5.

7Sagenacbbent

©infdjlagen

2,143 2,003

ll Sage ßuft,⁴) bann A3affer.

QJ

<33

03

00

w«

CO

2,9

3,4

6,1

6,7

7,8

18,3

2)eSgl.

2,143 2,003

Aur

ßuft.

2,3

4,8

6,0

8,5

11,2

15,8

er»

<L>

cn

1 W.*%. (£emeittfalf +

8    „ Sftauerfanb (6,5%)

äftifd)ung$üerf)ältni§ in ©.*$. runb 1:12,0.

2,143 2,037

12 Sage ßuft,⁵) bann SBaffer.

2,5

4,4

6,5

8,9

15,3

2)e8gl.

2,143 2,037

Aur

ßuft. ³'³

4,6

4,5

7,5

14,2

20,0

Ser bpbraulticpe ©tüdfalf würbe au ^ulber ab= gelöfcbt. ßöfcb= beginn itad) 1 SAiu. ßöfdjbauer: 16 „ äßafferanfpruct): 40,7 %• Steinige Aücfftänbe 5,2%. Bereitung be§ Mörtels:

a)    bPbraulifcber ®alt (3 ©tunben

nach bem Ab= löfeben), ftalfpuloer unb ©anb würben nach erfolgter Srotfenmifcbuitg berart angerüört, baft ein erbfeuebter ■DAörtel entftanb, ber 5 9Ain. lang gut burebgemifebt würbe.

b)    ©ementtalf. ®alt unb ©anb würben nad) erfolgter Sroden--

mifebung mitfobiel üöaffer angefeueb* tet⁶), bap ein fette ngeredjter SAörtel entftanb, welcher nach guter Surdbmifcbung 24 ©tunben lagerte, bann fo lange auf ®ip§= platten au§gebrei= tet würbe⁷), bi§ er ben gunt ©in--fcblagen geeignet ten Seucbtigfeit§= grab erlangt batte; hierauf# würbe er itocbmaB tüchtig bureb gearbeitet. @infd)lagen ber groben auf bem ^ammerapparat.

2549

45 §i)branlifd)er $alf au$ ber s.portIanb*(Sementfabrif „Tronsberg" git 9fti$burg Of809 bet §annoner (^alfpufoer).

Sin Anlieferung^ (55efliüfit guftanbe

1,335    2,638

18,20

31,0

7,5 I 6,5 I 2,6 1,7

0,4 0,0

1 @.*2:. talfpnlner -f-3    „ 9Jormalfanb

1 Sag nach bem ©infcblageit

2,289 2,183

l Sag ßuft, bann ASaffer.

7,3 11,7

|48,7

75,0

Ser ®alt würbe im Anlieferung§= guftanbe üer= arbeitet. Atifcben be§ AiörteB im 9Aör= telmifdjer, ©in= fragen ber ^Sro= ben* auf bem |>ammerapparat.

9 ©ebalt an Jpoblräumen: 27,7%; ©ebalt an abfd)lämmbaren Scftanbtbeilen: 0,73%.

²) Ser ®alf banb ab mit 38,0 % A3affer angemadjt in 6 ©tunben bei einem ©rbärtungSanfang bon 1 ©tunbe; AJärrne-

erböbung 3*0 C°.

Sueben au§ reinem Salt auf ©laSplatten aiBgcbreitet unb einen Sag an ber ßuft, bie übrige B«t unter SSaffer erhärtet, blieben eben, fdjarffantig unb rifcfrei.

®) Sie <ßrobeförper tonnten erft nach 7 Sagen unter SBaffer gefegt werben; bei früherem ©infepen verfielen fie.

⁴)    „    „    „    „    „    „    „    „    „    „    „    ,,    „    *    .

⁵)    „    „    „    „    „    „    „    „    „    „    „    „    V    „    *

⁶)    Ser AJaffergufab betrug für 9Jtifcbung 1+5: 19,8% unb für 5Wtfcf)ung 1+8: 19,4 %• Sie 2Bärme be» SttörteB 1 + 5 erhöhte fid) bis auf 52 C°, bie be§ SAörteB 1 + 8 auf 39 C°.

⁷)    Ser Mörtel war gunt ©infcblagen gu feucht.

CQ

2aufenbe 9^r.

Begegnung Oegtü.

Urfprung ber äftateriatien. 9?ame beS Antrag* ftefterS

©eroidjt für 1 2iter

einge^ einge= laufen rüttelt

kg

@pegt^ ©tüfj*

ätfahlfeinfjeit 6e$m. Korngröße

Dlücfftanb in % auf ben (Sieben fifdjeS Dertujl mit ber übergefdjriebenen Slitgaf)! Sftafcpen ©eroidjt

für 1 qcm

9ttÖrtefmifd)uitg ber geftigfeitsproben (Safferanfprudj %)

Sftaum* gemixt ber

geftigfeit

tlrt

%    5000 2500 900 600 324 240 120 60

3«8’

proben

g/ccm

Sru cf* proben

gjccm

ber (Sr* Wartung

3ugfeftigfeit

Srucffeftigfeit

Bemerfungett

in kg/qcm nad) Sagen

28

60

90

28

60

90

2638

46

Satb*2ßafferfalf ans ber gabrif ber girrna: fcninius Bierbrauerei u. ^alfinerfe, ©ef. m. b. §. 3U Äoffliöbt (Stücffalf)¹) SÄauerfanb; ^ormalfanb.

8u Äalfteig ab-gelöst.

— j 1,324 Mauerfanb. 1,476 | 1,755 Aormalfanb. 1,402    1,680

be! Stücf-falfe!

3,167

Süßaff ergeh alt

55,6%

⁸) ©rgiebigfeit berfdjiebener Mörtel au! ©ementtalf nnb Berliner Mauerfanb.

9?anmtf)eile

Siter

Gement.

Mauer-fanb ²)

fatf¹)

H H t—i tH H

O H N co iO

Mörtelmifchung

©ement-

®emid)t!theile

ßiter

falf

Berliner

Mauerfanb

SBafferjufafc für fetten gerechten Mörtel % ber

,    trocfeneu

kg ; Mifcpung

wn

©efammt-gemicht ber Mörtel-beftanbtheile

©emidjt eine! ßiter!

hörtet ein-gefüat.

^Rauminhalt bei gemonne-neit Mörtel!

r,

©rgtebigfeit E =

kg

rm

kg

rm

Stter

l+n

o o o o o oo_°q^oo oo oo cT o‘d‘d‘6'

oc

To To To _ co co oo ^ ^ O IO oo

o m o c> co

O 05 CO 50 Ol CO W Ol_ (N O

cT cT cT of

i r-1 CO !M O

o o o

1,565

1,928

1,988

1,980

1,959

0,901

1,633

2,529

3,541

5,642

0,901

0,817

0,843

0,885

0,940

1    ^alfteig    -f

3    „    9^ormalfanb

3)?ifc^ungöt)erljältni6 in

®.*S. ruitb 1 : 3,5.

2)e$gl.

4    „ äftauerfanb. 2ühj^ung@oerl)ältuig in

®.*S. runb 1: 4,9

1    Äalltcig +

„    2Jlauerfanb

2)tifd)ung§t)er^ältnig in runb 1: 7,3.

1    ^alfteig    +

„    iD^anerfanb.

ä)?if(^ung§oer^ältnig in @.*S. runb 1: 9,8.

2 Sagenadh bem (Sittfchlagen.

1,910 1,887

1,910

1,997

1,887

1,972

1,910 1,887

1,851

1,808

7 Sage ßuft, bann SBaffer.

«Rur

Suft.

2,7

3,4

4,7

4,7

1,793

1,780

5,9

6,2

8,3

19,7

21,9

5,0

5,2

6,3

9,6

10,8

10,6

9,2

tt

3,8

2,3

7,5

5,7

i) rk = 0,810. — ²) rg = 1,644.

2761

47 Safferfalf aus bem $atf* merf ©efefe non gran$ ©röne gu SSSiebenbrücf i.2B. (@tücffaff)²).

Sn Stalfpulber aögelöfcfjt unb unabgefiebt.

0,502 | 0,755

abgefiebt³) 0,485 | 0,840

5 kg Stücffalf ergaben ntit 47% SBaffer

13,51<)| 9,0 l⁵)

Satfyulber.

lufttrocfen

2,469

17,24

13,0

2,2

2,0 0,5

0,3

0,o

1    ^allputoer +

4    „ ^ormalfanb

(7,5%)

2Rifd)ungöüert;ättnig in ®.*S. runb 1: 9,3.

5 Sage nach bem (Sinfchlagen.

1,851 1,786

5 Sage ßuft, bann SBaffer.

2,6

4,9

6,2

4,3

9,9

14,1

£>e$gl.

1,851

1,786

9iur

Suft.

3,9

6,6

6,3

6,4

12,6

16,7

Ser ®alf mürbe au STalfteig abgetönt. Söfch-beginn nad)

5 Min. ßöfch* bau er : li Min. 2Bafferanfprud): 208,0%. Steinige «Rücfftänbe: feine.

5 kg Stücffalf ergaben ju Mf* teig abgelöfd)t: 10,81 Stalfteig mit 14,73 kg (Vernicht. STalfteig nnb Sanb mürben äunächft oberflächlich mit ber Stelle in einer Sdjüffel unb bann im Mörtelmifd)er unter Anmenbung oon 20 Sd)itffel= umbrehuitgen gemifcht.

Sa ber Mörtel Sitnt ©infchlagen ju feucht mar, mürbe er noch fotange auf ©ipl-platten aulgebreitet, bil er ($cbfeud)te erlangt hotte. (Sinfchlagen ber groben auf bem ^ammerapparat. ®erÜ'alf mürbe ju ^ulüer abge-löfcht. ööfchbeginn nadh 2 9Rin. ßöfdhbauer:

8 Min. Sßaffer-anfpruch:

47,0 %• Steinige 9tü<f= ftänbe: feine. Mifchen bei Mörtel! mit bem Mörtelmifcher, (Sinfchlagen ber groben auf bem $ammetapparat.

2968

48

©ementfatf aus bem ©ementroerf $u 2)t. ©ptau Oßufoer).

berliner Sftauerfanb⁶).

3?m Anlieferungl-juftanbe.

0,591 | 1,029

berliner Mauerfanb.

1,492 | 1,795

9 ©hemifche Bufammenfepung. ©liihberluft (fitobrat-maffer u. Stohlenfänre) 1,80%

Stiefelfäure ....

©ifenojpb u. Sljonerbe Statt ......

Magnefia.....

Scbmefelfäure . . .

SReft («Italien) . . .

³) Stuf bem l20*Mafd)enfieb.

*) Unter Sugrunbelegung be! 2itergemid)t! für beit etitgelaufenen Buftanb

•) 9k «»«*£ Würbe *1 «bergen berweWf⁹""

12,83 % . ,

1,22 „

84,93 „ 0,18 „ 0,44 „

0,40

11,0

4,0

3,7

2,2

1,5

0,3

0,1

1 ®.*%. Salfpitlocr +

3    „ 9Jonnai[anb

(12,25 %)’)

2 Sage nach bem ©infdjlageit.

2,216 2,127

2 Sage Suft, bann Söaffer.

2,1

5,7

14,9 31,3

-    —    — 92,5 — 31,5

²) ©^emif£f)e Bufamntenfefcung

......21,11%

3,0

2,216

2,127

Diur

2uft.

5,7 9,3

26,5 55,1

Ser Ä'aU mürbe im Anlieferung!* guftanbe ber* arbeitet.

Sie SSerfudje auf Mörtelergiebigfeit lieferten bie in nebenftehenber Sab eile enthaltenen A3 erthe⁸;.

Mifcöen bei Mörtel! u. ©in-fchlagen ber groben mie unter 47.

7) 5Mörtel au! l 9fi. - S. Äalfpulber + 3 bejm. 5    -S. Berliner Mauer*(BufcOfanb mürben auf Bfeiler au! Biegelfteinen

berpu^t. Sie Mörtel ließen fich leicht berpufceu. Sie Bu^flachen, bie ben SBitterungleinflüffen (auch groft) aulgefe^t maren, hielten fi^ rißfrei unb auch fonft unberänbert.

⁸)    ©rgiebigfeit berfchiebener Mörtel au! ©ementfalf unb «Rormalfaub (fiehe Sabette S. 292).

r-

2aufenbe 9?r.

29egeic^nung begm.

Urfprung ber Materialien. D^ame beö Eintrag-fteüerg

©emic^t für 1 2iter

@pegi* @lfi^

9ftal)lfeinl)eit begto. Korngröße

eilige^ einge* laufen rüttelt

k£ | kg

^ücfftanb in % auf ben ©iebert fifc^e^ berluft mit ber übergefd)riebeneit 21ngahl Mafien ©emidjt

für 1 qcm

Mörtelmifdjnng ber geftigleit^proben (Safferanfprud^ %)

föaum* geroidjt ber

geftigfeit

%    5000 2500 900 600 324 240 120 60

ber

Bugfeftigfeit

2)rudfeftigfeit

23emer!ungen

Bug^ ®ru(f» „ proben proben Wartung

in kg/qcm nac^ Sagen

g/ccm

g/ccm

7    28    60    90    7    28    60    90

2805

49

hagerer $atf in $nfoer= 91nlieferung§* ©etrodnet pftanbe

form o^ne Urfprungö* angabe¹) berliner Stauer* 0,696 | 1,039 fanb. 2lntr.: 2. ^ßfumen gu Radien.

2,535

14,98 26,0

8,5 7,8 5,5 4,4

2,7

1,5

SDtauerfanb

1,492    1,795

1    Äalfpulöer +

2    „ Mauerfanb(ll,o%)

Mifc^uitgöber^ältniß in ®.*S. runb 1: 3,8

2)eögl.

7 Sage nach bem ©infchlagen.

2,070 1,910

2,070

1,910

40

Soge

7 Sage

fiuft«), _ ß i bann    ¹

SBaffer.

40

Sage

— 22,0

9lur

Suft.

8,1

- 17,2

Ser talfteig mürbe im ^ltt= lieferung^uftanbe üerarbeitet u. gu* nächft auf einem Siebe mit 20 9Jtafchen auf l qcm abgefiebt. ©r hinterlieh hierbei 3,8 % fefte Stücfe bi§ ©rbfengröhe.

SEJtifchen be§ 9)törtel§ u. ©in= fragen ber groben mie unter 47.

2938

50

Ungelöfdjter I)t)braufifd)er (.tallpuloer). Urfprungöangabc nidjt geftattet.

^m 21nlieferung§= juftanbe

0,836 | 1,313

©etrocfnet

2,913

11,80

12,1

0,2

0,o

10 1 ®alfpulber er^ gaben mit 72,0 % Sßaffer

8,7 ²) (13,95

15,6⁸) (23,84

1 91.*%. ^allpulüer +

4    „ ^ormalfanb

Mif^ung^Oerpltniß in ®.*S. runb 1 :5,7.

Seögl.

6 Sage nach bem ©infchlogen. 6

(8,5%) 2,012

Sage i Suft⁵), 1,915 bann SBaffer.

4,2

6,5

18,5

2,012

1,915

«Rur

Suft.

4,9    5,6

- 20,6

kg)

kg)

talf tt. Sanb mürben nach er= folgter Sroden= 30,1 mifchung unter SSermenbung bon 18,0 % Söaffer einem feiten-' gerechten SSrei an= gemacht, ber 36 Stunben lagerte u. bann folange auf mit $Iiehpapier be= legten ©ipsplatten au§ gebreitet⁶) mürbe, bis er ©rb-feuchte erlangt hatte, ©infchlogen ber groben auf bem |>ammer= apparat.

30,1

SU

3255

51

§pbraulifd)er aus ber s.ßortfanb*(£ementfabrif „Äurmarf", 21. Reumann gu gohrbe b. 23ranben= bürg a. §.⁴)

^fm 21nlieferung§guftanbe

0,932    1,509    2,867

©eglüht 3,165

13,51

7,0

0,2

0,2 0,0

*) ©fjemifche ßufammenfe&ung (bet 98 C° getrocknet)

. . 13,36 %

. .    64,41 „

1,75 ^

SS} wf*

ftiefelfäure Äal! . .

©ifeitoEpb u. STfjonerbe. . .

Schmefelfäure . . SJtagnefia . . . UitIo§(id)e§ . . . ©lithberlufl. . .

24 Stunben rtad^ bem SInmachen.

0,34 % Spuren 4,65 „ 14,9S „

25er ®alf tourbe im SlnlieferungS* 5ufianbe berar= beitet u. äunächft

_ auf einem Siebe

mit 20 Stfafcheu auf i qcm abge^ fiebt. @r fjinter* ließ hierbei feinen SRüdftanb. ßalf-pulber u. Normal: fanb mürben nach erfolgter Groden* mifchung mit fo= Oiel SBaffer ange* macht, bah beim 9flifdjen im 9£ftörtelmifd)er unter Slnmenbung — oon 20 Sd)üffel= umbrehungett ein erbfeuchter Mörtel entftanb. ©in= fcfjlagen ber groben auf bem |>ammerapparat.

⁴) 25er Äalf banb, mit 36,0 % SQSaffer angemacht, in 4 Stunben ab, bei einem ©rhärtung§anfang üott 30 9Jlin. unb unter 3,0 C° SBärmeerhöhung. hierbei betrug im 25urchfchnitt:

25ie SSärme ber ßuft:

1 91.*S. $alfpufoer + 3 „ ‘ftormalfanb

SJiifc^uiigötier^ältniß in (&.=%. runb 1:3,3.

24 Stitnbenn ad) bemSinfchlagen.

(9,0%) 2,289

1 %.*%. Äalfpufoer + 4 „ 97ormalfanb

MifdjungSöertjältniß in ®.*S. runb 1:4,5.

(7,5%) 2,143

1 9t.*£. Mfpufoer -f-5 „ 91ormalfanb.

Mifäjungöoerijältniß in ©.*£. runb 1:5,6.

(7,0%) 2,041

stunben

‘ ^a9e Sage

Stunben

Sage

1 £ag

2,163 bann 3,2    7,5    11,1    — 20,8 60,9 94,6

SBaffer.

2,039 $e§gl. 2,1    5,3    9,3    — 14,0 39,8 61,4

1,997 . S5eS0l. lr5 3,7    7,0

9,4 25,0 38,8

20,0 C°.

„    „ be§ S93affer§: 18,0 „

„ Suftfeuchtigfeit:    50 %•

S3ei ber taltmafferprobe blieben bie buchen fcharffantig, eben unb tifcfrei.

⁵)    23ei früherem ©infegen in Sßaffer maren bie groben nicht beftänbig.

⁶)    2)er Mörtel mar gum ©infcfjlagen su feucht.

attittf). t. SS. 1902.

40

9 k.

3311b

2976

3563

Saufenbe 9^r.    ^

23egeid)nung begm.

Urfprung ber SO^ateriaüen. ^ome beö Antrag* fteüerb

®enitd)t für 1 2iter

äftahlfeinfjeit begiü. Korngröße

OT

00

at

05

eilige*

taufen

einge*

rüttelt

©pegi*

fifd)e@

(Semicbt

nerluft

^itcfftanb in % auf ben ©iebett mit ber übergefdjriebenett 2lngabt 9ftafd)en für 1 qcm

äftörtefaiifdjung ber geftigfeitsproben (SBafferanfprud) %)

Sftaum* gemixt ber

geftigfeit

%xt

kg

kg

3m Slnlieferunglguftanbe

5000 2500 900 600 324 240 120 60

3ug* ®rud* proben proben

g/ccm g/ccm

24 ©tunben nad) bem ©infdjlagen

ber (Sr* Wartung

3ugfeftigfeit

S)rucffeftigfeit

«Bemerhmgen

in kg/qcm nad) Zeigen

7    28    60    90    7    28    60    90

(Sementfalf aus bem $ort* tanb*(Sementmerf 3)iebe^* heim * D^ecfarelg, ßlftienge* feEfchaft, gn 2)iebe$heim* ^edaretg (33aben).

(Sementfalf; 53ert. äJJauer* fanb; (Stbfanb; Format* fanb.

54 ^i)brautifc^er tatf⁶) aus bem ^alfroerf ©teubni^ bei 3)ornburg a. ©. öon Dr. SW. grenget gu ©teubni^.

5lntr.: SBaubermaltung bes Neubaues beS3tmtSgeri(btS @choneberg*S3erlin.

1,002

1,722

2,913

6,88

12,0 —    0,8 0,6    0,3 0,2    0,0 —

1 Äalfpufoer + 3    „ ^ormatfanb

(9,57,)

2,332

2,234

l Sag ßuft, bann SBaffer.

11,4 18,0

94,6 152,4

Ser ®atf würbe im 2tnlieferung§= guftanbe ber= arbeitet unb auf bem 20 = 90?afchen= — fiebe ab gefiebt; er hinterlieh hierbei leinen Müdftanb. Bereitung be§ Mörtels im Mörtelmifdjer, ©infdjlagen ber groben auf bem $ammerapparat.

3nt 5(nlieferung§guftanbe

0,804    1,338

(0,931)

■)

10 l ^altpulber ergaben mit 126% SBaffer

11,1 1 ²)| 19,5 1 ³)

berliner fblauer^ fanb

1,561 | 1,846 ölbfanb

1,651    1,889

(1,692)

S'tormalfanb 1,404    1,684

2,817

10,57

CO

aT

3,0 0,7

2 Sage nach

1    ftalfpufoer + bem ©infchtagen

7    ,, SBerl. Sftauerfanb

(4,2%)l) 2,026 1,955

vlit ber

©etroefnet

2,721

O'

CD

~D

SO

6,0

00

— 69,5

üftifcbungsrerbättniß in ©.*£. runb 1:11,1.

1 9t*£. ^alfpntoer -}-5    „ (Slbfanb (6,0 Vo)¹) 2,216

2)?if(f)nng§oerhä(tniß in ®.*£. runb 1: 8,2.

1    ^alfpufoer +

4    „ 9?ormatfanb

(8,3%)¹) 2,099

TOfdjungSPerbättniß in ©.*£. runb 1:5,8.

2)e$gl.

2,099

2,158

2,025

2,025

ßuft. 8f9

Seägt. 2,8

io Sage ßuft/ bann SBaffer.

2tn ber o . ßuft. ^'⁴

so

ao

oo*

to

co

05

GO

CD

o»

ln

co

Iss

oT

to

to

Äalf unb ©anb würben nach er* folgter Sroüen= mifcpung gu einem felleng eredjten «Körtel an gerührt.

Siefer «Mörtel lagerte 6 ©tunben, würbe bann gut burdj gearbeitet, lagerte wettere 6 ©tunben unb würbe fo lange auf ©ip§platten au§-gebreitet, bi§ er ben gum ©im fcptagen geeigneten $eud)tigfeit§grab erlangt hatte. |>ier» auf würbe er noch* mal§ tüchtig burcf)= gearbeitet. ©infd)tagen ber frohen auf bem |>ammerapparat.

3nt 9tnlieferung§guftanbe

1 9f.*£. tatfputuer + 8    „ ^ormatfanb

24 ©tunben nadh bem ©infeptagen

2ln ber ßuft, bom 2.

bi§

0,901

1,546

28,0 —    7,4 6,2    0,4 0,0

(5,84%)x) 1,910 1,845

2ftifdjungSüerbättniß in ©.*£. runb 1:10,1.

8. Sage    _ o ß

einfehl.    ö'b

täglich einmal ange= feuchtet.

13,6

Äalf unb <sanb würben nad) er* folgter Srocfen* mifcpung unter $u= fafc bon 24,5% Gaffer gu einem fettengerecpten •Mörtel angerührt.

Siefer Mörtel lagerte 2 t ©tunb., Würbe bann ohne Weiteren 3ßaffer= gufah gut burch* gearbeitet unb, ba ergum ©inf dp tagen gu feucht war, Weiter behanbelt Wie ber Mörtel unter 53²). ©infcplagen ber groben auf bem ^ammerapparat.

¹)    Surd) ©infcpaufeln in ein cplinbrifcheS £ohlmafc boit 10 1 ftnpalt beftimmt.

²)    ©rgiebigfeit bon 10 1 (= 8,04 kg) ftalfpulber eingelaufen.

",    „    „    10„(= 13,38 „)    „ eingerüttelt.

⁴)    fRiüfftanb auf bem Siebe mit 20 Mafcpen: 0,0%; 9 Mafdjen:

⁵)    „    „    „    „    „    20    „    22,5 „    9

⁶)    Sa§ ty'robematerial würbe einer beliebigen ßieferung entnommen.

³)

0,2%/ 4 ^ajehen: 0,0%. 11,5 „    4    „    3,5 „

x) Surd) Slbbampfen be§ erbfeudbten Mörtel§ beftimmt.    .    ...

2) Sie bon bem ßieferanten be§ ÄalfeS gegebene ©ebraudpSanWetfung enthielt u. 21. folgenbe SSorfcprifteu:

$ür Mörtel gu gunbamenten u. f. to., befonberS bei ©runbtoaffer unb anberer Seudtftgfeit, bermtfepe man 8 Spl- ©ant mit 1 Shl. ©ementfalf recht grünbltcp unter reichlichem «gugiefeen bon SSaffer unb Iaffe btefe Mtfdptmg 18—24 «tunben ruhtg ftehen.

⁵⁸⁰¹    Äetten, taffe aber bie „affe

fÄÄSJ    ionft Stetten im SKauermert unb

^u^ entfiel)eu würbe.

Saufenbe Dir.

SBejeidjnung be^tn.

Urfprung ber Materialien. 91ame beS Antrag* fteüero

©euüdjt für 1 2iter

©pe$i* ®iüp*

$0cal)lfeinl)eit be$tp. Korngröße

91ücfftanb in % auf ben ©iebeit ftfdjes Perluft mit ber übergefebriebenen 5ln*aM Mafcben

SS X «»“>*    ■    ¹

kg

kg

%    5000 2500 900 600 324 240 120 60

Mörtelmifdjung¹) ber geftigfeitsproben (Safferanfprud) %)

91aum* $eiüid)t ber

geftigfeit

«rt

3«8s

proben

g/ccm

$rud*

proben

g/ccm

Der (Sr* Härtung

3ugfeftigfeit

$>rudfeftigfeit

SÖemerfungen

28

in kg./qcm nad) $agen

60

90

28

60

90

55

$bbraulifd)er Äolf in ^uloerform (91übersborf)’)•

©rfte Bieferung

0,685    1,151

0,7 6 8²)

lufttrocfen

2,516    20,06    16,0 —

1,822³)

0,8 0,5 0,2 0,0

Sftach 24 Sagen

Bmeite Bieferung

0,906    1,492

0,9 80²)

30,0 —

10,2 9,6    1,2 0,2 0,0 —

1 91 *$. (Semeut +

3    „ ©anb (^Baugrube) 2,405 2,331

(10,0%)

i Sag ßuft, bann unter feuchtem ©anb.

21,7 27,6

34,8

154,3 215,0

290,6

*ßorttanb*(£ement⁴).

©rfte Bieferung

1,187    1,948

1,281²)

geglüht

3,125*    2,34    14,0 —

2,384³)

0,4 0,2

0,o —

1 (Sement -f-3    „ ©anb (geliefert)

(9,0%)

2,478 2,236 $eSgl. 22,3 29,0

35,6

185,2 252,0

348,0

Bmeite Bieferung

1,204 1 1,953 1,256%

14,0 —

0,4 0,2

0,o —

$raßmel)t.

0,837

0,892²)

1,338

lufttrocfen

2,273

2,304⁵)

7* 91.*$. (Sement +

% „    ^alfpuloer +

3    „    ©anb (Baugrube)

(9,5%)

2,347 2,206 $eSgt. 11,5 17,5

26,5

105,5

151,9

215,5

11,02    32,0

2,96⁶)

8,31’)

8,0 6,9

2,4 1,2    0,0

©anb (feinkörnig) aus ber Baugrube.

SBaufanb, Pom §änbler geliefert.

1,492

1,508²)

1,249⁸)

1,641

1,795

1,910

2,439 2,415⁹)

6,3

0,3 ¹⁰)

92,5

CO

Sn

co

% 91.*$. (Sement +

% „    ^alfpulPer +

3    „    ©anb (geliefert)

(9,5%)

2,405 2,276 ®eSgl. 11,4 17,9

24,4

104,4

152,2

218,0

2,655

2,602⁹)

1,5

0,50¹⁰)

92,5

3!

o.

00

üt

$ieS, Pont §Önbler geliefert.

1,974

2,632

2,603⁹)

2,6

©huren

99,3

CO

g2

Ci

v, 91.*$.    Zement +

V,    „    talfpulber +

V*    n    ^ra6 +

4    „    ©anb (Baugrube)

(10,5%)

S)aS ^alfpulber mürbe im 9ln= tieferungSpftaube öerarbeitet.

Sie 9Jiörtel= beftanbtheile mürben nadh bor= heriger Sroden= mifdmng mit fo* Diel SBaffer au= gemacht baü ein erbfeu^ter SOtörtel entftanb.

SaS Sltifcöen er= folgte boit |>anb mittelft einer mit gjieffing öe= fchlageiten SSalje, baS (Sinfchlagen auf bem |>ammer= apparat.

Sie )8eton= mifchungen mur^ ben in gleicher ÜBeife hergeftettt. SaS (Sinfchlagen ber ©etonmürfel bon 20 cm ®anten= länge erfolgte burdj fchid)ten= meifeS @in= ftampfen beS SSetonS in bie f5orm.

2,318 2,161 $^gf.    8,6 21,3

32,0

52,1

113,3

175,3

$alfftein*$leinfd)iag. 5Xntr.: ^erfudjsanftalt für Safferbau unb ©djiffafjrt 3U Berlin.

2,6 73¹²)

V,».«. Zement +

V, „ Salfputber +

%    £wß +

4    @anb (geliefert)

(10,o»/,)

2,34 7 2,228 $e§9¹-    8,1 22,9

30,3

47,8 110,4

179,7

9 (Söemifdje Bufummeitfehung: (55Iü£)t)erluft.....

UnlöSIicfyeS.....

ftiefelfäure.....

(Sifenopb unb Sljonerbe

ÄoH........

■äftagnefia......

©chmefelfäure . . . . fReft (nicht beftimmt) . .

19,38 ( -)% 4,70 ( 5,83) „ 8,48 (10,52) „

* 5,62 ( 6,97) „ 58,10 (72,06) „ 0,89 ( 1,10) „ 1,23 ( 1,52) „ 1,60 ( - ) „

2¹/* 91.*$. Mfpuloer +

3    „    $r aß +

4    „    ©anb (Söau*

grübe) (17,0%)

1,997 1,958 ®eSgl. 5,0 19,7

23,0

19,0 80,3

142,7

²)    Surch (Sinfchaufeln in ein Hohlmaß bon 10 1 Inhalt öeftimmt.

³)    ©pecififdjeS ©emicfft in erbfeucht angemachtem Buftanbe.

⁴)    Ser (Sement banb in 97₂ ©tunben ab bei einem (SrhärtungSanfang boit 6 ©tunbeit unb 1,2 C° SBärmeerhöhuug.

⁵)    «Rad) bem    Srocfnen bei 98    C°.

f>)    behalt    an    I;t»groffo^>ifchem    äBaffer.

⁷)    ©ehalt    an    |>t)bratmaffer.

⁸)    Bitergemicht beS erbfeuchten ©anbeS (im SlnlieferungSsuftanbe) im 10 l * ©cfäfc ermittelt. SaS Bitergemicht biefeS erb= feuchten ©anbeS betrug nach bent Srocfnen 1,170 kg.

⁹)    ©pecififdjeS ©emidjt im SlnlieferungSpftanbe (erbfeud^t).

¹⁰)    ©ehalt    an    abfdjlämmbareu    93eftanbtheilen.

2% 91.*$. ßalfpulber +

3    „    $raß +

4    „    ©anb (geliefert)

(16,0%)

2,041 1,989    4,2 16,1

21,8

19,4 74,4

137,0

n) fRücfftanb auf bem

9ftafd)enfiebe

¹²) ©ehalt au ÄoMräumen u = 0,504.

©anb (üöaugrube) ©anb (geliefert) ÄieS

35,0% 26,0 „ 19,5 „ 7,0 „

0,2%

0,1 „

0,0 „

. O O 05

I oooo

©ement

V2

Vs

2anfenbe 9^r.

Bezeichnung bezm.

llrfprung ber Materialien. 97ame beö Eintrag* ftederö

©emicht für 1 2iter

einge*

laufen

kg

Spezi* fifches rüttelt ®en,ic^t

®lüh*

kg

Mahlfeinheit bezm. Korngröße

9tücfftanb in % auf ben (Sieben nerluft mit ber übergefdjriebeneu Anzahl Mafchen für 1 qcm

%    5000 2500 900 600 324 240 120 60

^rgefeniffc ber Prüfung auf WötteU fcegto. ©etonergiebigfeit.

SUctfchung ber troctenen 9ttörtelbeftanbtheile nach

fftaumtheilen*)

©ewicfit§tbeiien0

aöaffergufah

für

Mortelmifchung!) ber geftigfeitsproben (Safferanfprucf) %)

9taum* (Vernicht ber

geftigfeit

Srucf*

proben

g/ccm

1 $.*£. (£ement -f“

%    „    talfpuloer +

3    „    Sanb (Bau*

grübe) -f

5    „    Äie« (9,5 %)

1    9t.*S.    Zement +

^alfpufoer + Sanb (ge*

liefert) +

5    „    (9,5 °/₀)x)

1 9t=S. Zement +

3    „    Sanb (ge*

liefert) +

5    „    m (12,0 %)*)

3«8⁵

proben g/ccm

9lach 2 Sagen

2,208

(Sr*

1 Sag ßuft, bann unter SSaffer.

v,

2,204

Se§gl.

Sugfefiigfeit

Srucffeftigleit

Bemerfungen

in kg/qcm nad) Sagen

7    28    60

90

28

60

90

SSürfel bon 20 cm kanten länge.

28,2

24,5

47,2

40,5

72,5

62,0

—    2,233

Se§gt.

40,3

55,7

82,0

1    9t*S. (£ement -f-

2,35 „ Sanb*$ie8*

aaajnctjjü^

Srafj

—¹ ©anb (Baugrube)

•— ©anb, geliefert

me§

©erneut

®alfpulber

Sraü

erq

(S" (Baugrube)

wz @anb, geliefert

Äie§

CO

CO | TU | t* | M” I |    |    | ^^CO SO j-

I | 5=    ^ iS sSTZs-^r

J_1    _o> o)_

j CO | CO

1,568

1,568

0,784

0,784

0,784

0,784

0,784

0,459

0,459

0,459

0,459

2,295

2,295

0,459

I |    |    1    ^ tO (O

J »r^ 4f5^ «N_ (N

cT cT co“ co“

3,510

4,023

3,510

4,680

4,680

3,510

4,023

5,364

5,364

> I I II I

7,065

erbfeuchten

Mörtel

ber troefnen 9Jtifdhung

©efammtmenge (jq ber ^Jtörtelbeftanbtheite

(r

©ewicht für 1 1 Mörtel £ eingeftampft

rm

fßanminhalt

— be§ gewonnenen 9Jtörtel§

©rgiebigleit 1 4- n

(Semifcf) (3 Sanb: 5 $ieS) (8,0%)

2,268

Seägl.

129,1

170,6

227,3

V,|

0,784

0,459

4,023 7,065

0,508

0,503

0,452

0,500

0,679

0,715

1,911

1,748

0,452

0,177

0,500

10,o

9,0

9,5

9,5

10,5

10,0

17,0

16,0

9,5

2,5²)

9,5

<1 <J Ql Ol C5 Ol

13,150

12,761

12,457

13,008

2,165

2,260

2,149

2,213

2,092

2,168

1,888

1,916

2,138

2,585

2,670

2,375

2,606

3,416

3,628

6,965

6,613

5,826

0,646

0,668

0,594

0,652

0,621

0,660

0,733

0,696

0,636

mH

2,131

6,104

0,678

9 Sür bie Umrechnung ber SUttfchungen bon fftaumtheileu in ©ewicht»theilen würben für ben ©ement, ba§ Äallpulber unb ba§ Srafjmehl ba§ arithmetifche Mittel au§ ben ©ewidjten be§ lofe eiugelaufenen unb feft eingerüttelten SiterS, für ben ©anb unb ben ®ie§ ba§ ©ewidft be§ eingefütlten ßiter§ §u ©runbe gelegt, unb $war Würben an ©teile eine! £iter§ berarbeitet

²) BSaffermenge, bie äur Anfeuchtung be§ ÄiefeS erforbertich war.

. . 1,568 kg

für ben (sanb (Söaugrube) . 1,170 kg „    „ ©anb (geliefert) . . 1,341 „

1,413 „

„    „ Äic8

1    9t.*£.    Zement +

1    „    $alfpufoer -f-

4,7    „    Sanb*$ie$*

®emif<h (9,0%)

% 9t.*S. Zement +

V₂ „ ^alfputoer +

„ Sanb * $ieS*

©emifdj (8,5%)

1    9t.*S.    Zement +

„ Mfputoer +

7    „    Sanb * $ie8*

©emifch + „ $alfftein*$lein* Wag (9,0%)

3)e«gl. mit ll%2Baffer

1 9t. *S. (£ement +

Mfpulner + Sanb * $ie8* ®emifd) +

8    „    $allftein * $lein*

Wag (9,0 %)

2)e$gl. mit ll%Saffer

1 9t.*S.    Zement +

1    „    talfpuloer +

4,7    „    Sanb*$ie@*

©emifd) +

9    „•    ^alfftein * $lein*

Wag (9,0 %)

2>e*gl. mit ll#/₀2Baffer

2,239

Se§gl.

67,2

101,9

134,5

4,7

2,191

Se§gt.

20,2

42,3

56,6

2,270

2,300

2,311

2,325

2,321

SeSgl.

Se§gl.

Se§gl.

Se§gl.

S)e§gl.

Se§gl. —    —    -

ij «Bezogen auf bie 2»örtelmif<$ung (V2:¹2: 3); ber 8ie§ würbe

124,4

175,5

96,4

125,7

106,0 151,7

74,0 100,6

127,0

91,1

187,2

142,4

179,2

134,3

2,9% SBaffer angefeuchtet.

®racl6ttiffe iicr 'Prüfung auf 2Safferburcf)läffigfeU m 51 f. 55.

©erneut

Äalfpulber

Sraü

©anb

(Baugrube)

©anb

(geliefert)

©anb=®ieS= ©emifdb ⁸:5

Soffen

$ufa£

$erlja(teii ber groben 6et einem Sofferbntcf turn 1 m Söaffer* faule begm. 2% 5ttm. nad)

aumtbetle

⁰/o

7 lagert

28 lagert

90 Sagen

erbfeudbt

13,0

Siebt.

Sföie bei 7 Sagen.

SSie bei 7 Sagen.

16,0

erbfeudbt

ob

Siebt.

SeSgl.

SeSgl.

V. V.

erbfeudbt *

12,5

15,5

Siebt.

Sftadb etwa 4 ©tunben Sropfenbilbung¹). SeSgl.x).

SeSgl. SeSgl. SeSgl.!).

SeSgl.

erbfeudbt

V. 7.

12,5

15,5

Siebt.

9fadb etwa 4 @t. feuept¹). 9^ad& etwa 20 ©tunben Sropfenbilbung.

9iadb etwa 4 ©t. feudjt. 9?adb etwa 6 ©tunben Sropfenbilbungx).

SeSgl.

SeSgl.!).

SeSgl.

7. Vi V. 4

erbfeudbt

13,5    |

16,5

Siebt.

f 9Jadb etwa 6 ©t. feuebtJ). itfadb etwa 20 ©tunben Sropfenbilbung. SeSgl.

SeSgl.

SeSgl.*).

SeSgl.

% v, v,

Siebt.

erbfeudbt

13,5 SRaelj ⁸ ©tunben feuebt. Iß ₅ 9facf) 20 ©tunben Sropf

en*

SeSgl.

SeSgl.*).

SeSgl.

- 2V, 3    4

erbfeuebt

20,0

23,0

Siebt.

9^adb 24 ©tunben an ber Unterfeite eine feuebte ©teile³)¹).

SeSgl.

Sftadb etwa f» ©tunben Sropfenbilbung.

- 2 V, 3

erbfeudbt

Siegt.

ob

Siebt¹).

$ad) etwa 8 ©tunben Sropfenbilbung.

ÄteS

v. v.

9,5*)

12,5 *)

©ofort naeb bem ©infüllen 2Baffer*Surei)laß in ftarfer Sropfenbilbungx).

Se80t. ')■

Sie groben ließen fofort Sßaffer burel).

Sieä

10,0*)

©ofort nach bem ©infüllen 2öaffer*Surcf)laß in ftarfer 13,0 ²) Sropfenbilbung¹).

SeSgl.¹).

SeSgl.

— — 2,35

8,0

11,0

hielten biebt bitten jeboef) an ber Unterfläcbe ein fencfjteS StuSfefjen. SeSgl.¹).

Siebt.

2Sie bei 28 Sagen.

rH

CO C£>

b o

pl

7*0^-

Siebt.

2Bie bei 28 Sagen.

rH

CO

t—i

05 O

b o

9tadj etwa 1 ©t. leiegte Srop-*«$.» ©tunben fcucfite    fmKIb. Unt. SIWc WMHg 9jatf) s @tunben 5trot>fett>

©teile⁸). 9tadb 5 ©tunben naß. SBäljrenb 3»tag. 93eob=    bilbuna

Sropfenbilbung ²). acptung feine weitere Sßer= änberung.

17. v,

- 4,5

oo

9tacb 3 ©tunben feudale 9tadb etwa l ©t. leiste Srop=

©teile³), ftad) 5 ©tunben fenbilb. Unt. Släcbe böUig    ~.lttlhOTt ^nufp«

Sropfenbilbung. 9£adj3(3t. nab- SBäbrenb 3--täg. 83eob-- ^acb ⁶    Sropfen-

feudjte ©teile. 9?ad) 6 @t. acptung feine weitere SSer--    Mioimg.

Sropfenbilbung.

änberung.

0 Sie groben würben, weil fie beim ©infpannen in beit Slpparat in golge gu geringer $eftigfeit ^cbrad^en', in ber SBeife auf SBafferburcbläfftgfeit geprüft baß ©laSröbren bon 35 mm (fi wafferbidjt aufgeüttet itnb biefe bis gu l m £öfje mit SBaffer gefüllt würben.    ^

²) Sie SBaffermenge, bie prn SCnfeucpten beS ftiefeS biente, betrug 2,9%.

³)    5In ber Unterfeite ber groben ringförmige fendbte ©teile in ©röfce beS aufgefitteten ©laSropreS.

ÄatfpuloerS unb ber im abgelöfchten 3uftan^e einge

¹

§t)brautifd)e talfe fotfen an ber Suft, inte unter Saffer fjtjbröutifdj fein.

²)    §t)braulif(^e ^alfe faßen auf bem 900¹2ftafd)enftebe nic^t ntefjr atö 15% Stücfftanb ^intedaffen.

³)    §t)brauüfc^e ^alfe foßen in ber fftormalmifdjnng in ^ormatfonftfteng angemac^t in ber maßgebenben 28dägigen ^attinaffer^ unb in ber orientirenben 6 ^ tägigen SBarmmafferprobe minbefteng 6fo kg/qcm 3U9 unb 40fo kg/qcm ‘Drnd erreichen.

²

Dr. 3®. SEHtihaeli«. ®ie l)t)brauli[cf)en SDiörtet, inäbefoiibere bet ² ßortlanb«Sement. SJertag Bon Ouanbt & §änbet. Seipjig 1869. — geidjtiitger. S()emifd)e ®ed)no(ogie ber SJtBrtetmateriaHen. SBetlag non gtiebtic^ Sßteiueg & @ot)n. SrauHfdjineig 1885. — $. bpaueitfchtlb. SateihiBmu« bet SSauntaterialien. IX. ®t)ei(. Sie 3Jiörtelfubftangen. Sßerlag non Seemann & SSenpel. äBien 1879. — 3Kittljeilungen au« bet Üinftuit gut ißtüfung non SBaumntetialien am etbgenöfftfchen 'ßoU)tec£)niEum. äüd'h- 6. 1893.    140 u. ff.

³

S)ie 3J2örte(menge für jebe 3U9S unb 2)rudf3robe wirb abgewogen.

²) Apparate unb ®erät§e $ur Prüfung bon ^ortfanb Zement. TOtt^eilungen 1896.

⁴

58auf(^inger: 2J2itt^eUungen au§ bem medjanifdj⁴ted^n. Moratorium ber Ä. ^ofytedjntfdjen ^d^ulc in äRitnc^en. Vertag oon £lje°bor Stctermann, S^itnc^en 1873. £eft 1.    15.

ÄatfpuloerS unb ber im abgelöfchten 3uftan^e eingereid)tcn Äatfe (®atfpuloer) gegenüber bem ber in Bulocrform eingereict>ten gemahlenen, aber nicht mehr ablöfchfähigen Äatfe heroor.

Sltn beften wirb baS ÜJfaterial ber h^rauiifdhen Salfe au§ ber ÜJförtelfeftigfeit erfannt. 2tuS ben fjfeftigfeitswerthen ergiebt fiel» baS Bfaf? ber Erhärtungsenergie. 2IuS bem Verhalten ber g-eftigfeitsförper bei Lagerung unter äßaffer taffen fict) auf bie für bie 'ßrayis wichtige 9?aumbcftänbigfeit juoerläffige Schlüffe jiehen.

Beftänbigfeit ber Bförtetproben bei SBafferlagerung unb Annahme ber fyeftigfeit taffen auf gutes 3lblöf<hen beS ÄalfeS unb normale ErfjärtungSfähigfeit fdjtiehen.

Sßentger juoerläffig für bie Beurteilung ber Staumbeftänbigfeit nnb ErhärtungSweife ift baS Berljalten ber groben bei Sufttagerung, ans welchen ©rünben, fei tp^ nicht erörtert, weit bie bisherigen Erfahrungen ber BerfudjSanftalt unb ber Umftanb, bah feiner ber geprüften ®alfe auf tangere geit atS brei SDZonatc beobachtet worben ift, feine genitgenben Unter= tagen nach biefer Dichtung hin geben.

gwar ift aitd) bie dhemifdtje gufammenfe|ung für bie 3trt ber $alfe bejeictjnenb unb wirb bis ju einem gewiffen Erabe atS Bfahftab für bie Beurteilung feiner Berwenbbarfcit atS Bkffermörtel gelten fönnen; fie wirb inbefs, wie bereits oben erwähnt, feinen unmittelbaren <Sd)tufj auf ben ®rab ber Erhärtungsenergie beS ÜJfaterialS bejw. beS barauS bereiteten BförtelS bei Erhärtung unter SBaffer gulaffen.

Bei Betrachtung ber oortiegenben geftigfeitScrgebniffc fatten oor Sittern bie großen Unterfchiebe gwifdhen biefen für bie oerfchiebenen Salfe gefuttbenen 3öertf)en auf. <Sie finb in erfter Sfeihe natürlich in ber Berfdjiebenheit ber Erhärtungsfähigfeit ber Ä'alfe fetbft, bann aber auch in bem oerfchiebenen BfiftungSoerhältnih ber Störtet ber unterfuchten Äalfe unb in ber Berftiebenheit ber oerwenbeten <Sanbe begrünbet. gn einjetnen gälten ift bie /pöbe ber ge» fnnbenen geftigfeit auf bie (chemifche) SBirfung beS guftlagmaterialS (oergt. 9fr. 8, 24 unb 40), in anberen barauf guritefgufübren, bah baS geprüfte 3)2aterial fein eigentlicher hpbraulifdjcr Äatf, fonbern oermuthtich ein burch Bfifchen oott Borttanb^Eement unb ®atf gebilbcteS Erjeugniß ober ein fonftigeS 9febenprobuft ber Borttanb=Eementfabrifation gewefen ift. Derartige Erzeug» niffe lieferten höhere 99?örtetfeftigfeiten atS gewöhnliche hbbrautifd)e fialfe.

©etbft bei gleichen üftifchungSOerhältniffen unb gleicher Erhärtungsart finb bie 2(b = weichungen ber äfförtetfeftigfeiten ber oerfchiebenen fiatfc noch gicmlich erheblich- innerhalb welcher ©rennen 5. B. bie geftigfeiten beS SOcörtetS 1 Baumtht. Äatfputoer -f- 3 Dfaumthl. 9formatfanb fchwanfen, geigt nachfletjenbe Dabetie, in welcher bie mittleren geftigfeiten biefer älfifchung für 8 Äälffortcn gegenübergeftellt finb, unb gwar nach fteigenber Dntcffcftigfeit ber 28 JageSproben für SBafferlagerung georbnet.

SBürbe man ber Beurtheilung ber bnrchfchnittlidhcn ©iite oon Bförtelu aus f)t)öraulif<hcn halfen biefe gahlen¹) ju Erunbe legen, fo mühte aus ihnen gefchtoffen werben, bah biefe

’) 3n ber f^ioeijeriic^en 'Dtatviaiprüfmigbanflatt würben nach ben bon Setmajer »eröffentitdjten 3Jtit= tfjeiiungen biefer SUtflatt (§eft 6 1893) für bie loäljcenb ber Sabre 1886/93 geprüften I)t)brau(. Saite bei mafd)inetler ätnfertigung ber ißrobetörper in ber ÜRormafmifdjung 1 ©eiutfji. Saitpultier + 3 Oeimlji. fdjiueii. biormalfaitb u. für 28 Sage üßaffererf)ärtung folgenbe ©rengioertpe gefunben:

ßugfefligfeit ©rucffefligfeit ätfitteiuiertb .    .    7,5    kg/qcm    47,5 kg/qcra

fDtinbeflmertb •    1,4

^bc^fimertb . . 16,0

14,0

107,o    „

41

®ie ©chroeijer Bonnen für Ijijbraul. Saite »erlangen als Bormalfeftigfeit 7 kg/qcm ßug unb 40 kg/qcm ®rucf.

Slittp. t. SS. 1902.

für ben SHörtel au$ 1 9lnnmtpL ^aHpulber + 1 Rauwtjl* ^ermalfanb*

SWitttoert^e auö je 10 (Srgebntffen in kg/qcm.

28 2^age alte groben

90 £age ötte groben

ÄaK

SBafferlagerung

£uftfagermtg

SBaffertagerung

2uftlagerung

S»r.

^erl)ältnig

teerbältniß

S)rucf 3ug

3«g

S)ru(f 3ug

2)rucf

2)rucf

! 55erl)ältnig

2)rucf 3ug | 3ug 3)rud

S)mcf 3ug

iBerpältnig

Am

2)rucf

<1

1,7    1,57

rH

05

1,83

rH

SO

1,9

1,24

<1

CO

CO

05

»O CO    —1    00    o

rH OQ <3Q    t-( CO

4,7

6,8

1,63

4,3

7,1 I 2,63

7,1

1,67

12,8

3,26

co

05

tH

02 i    I 01 \

19,3

4,8

10

20,2

3,78

03 | Ol «Oi

co    co

►fH    O

co

o '05

-05

2,62

5,7

7,90

3,79

rH

01

rH

10

17,8

13,7

11,2

43,1

43,8

5,9

3,41

3,62

8,0 [

6,50

CO    co    o

OJ    co    CQ

To

To

00

00

05

01

I    I

CO    I 00 |    ¹

Äatfe menigftenS im 23ergteid) mit ®urdpfd)nitt3feftigfeiten non ®raßfatf* ober ©ementmörtet mittlerer ©iite nur geringe ©rpärtung^energie befi^en, menn fie audp anbrerfeitS burtf)fd)nittlid) pöpcre fjeftigfeit tiefem al$ ?uftfatfe. ®patfädplidp finb and) bie $eftigfeiten ber in ben testen $apren geprüften Äalfe, non einigen 2tu3napnten abgcfepen, giemlid) mäßig. hierbei ift uod) ju berüdffidjtigen, baß bie SJförtet für bie geffigfeit^Derfudpe in alten oorliegenben gälten mit einem mögtidpft geringen SBafferjufa^e (©rbfeudpte) angemadpt unb bie ^robeförper burd) ©infcptagen in bie gform fiinfttidp ftarf Derbidptct finb. 23ei ber praftifdpen 23ermenbung mirb aber ber hörtet mit meit mepr Sßaffer (fettengeredpt) oerarbeitet unb erlangt, menn ipm aud) beim SSennauern ba<§ SBaffer 511m ®peil entzogen mirb, bod) nidpt bie ®idpte, mie ber erbfcud)t cingeftampfte Sftörtet. 3Sergteid)enbe 33erfudpe mit erbfeudpten nnb manergeredjten SKörteln finb für bie $otge in äuSfidpt genommen.

®ic Äatfmörtet mit pujjolanartigen ©anbjufdptägen unb einige anbere ®atfe, bie Der* mntptidp feine mirltidjcn ppbraulifdpen Äatfe, fonbern bem 9^omanccment äpnticpe ober fonftige Äunfterjeugtiiffe finb, fönnen naturgemäß für biefe Senrtpeitung nidpt in 23etrad)t fommen. 33ei ben früper unterfudpten halfen (Sftr. 1 —14 ber fabelte) finb burdpmeg jiemtidp gute ^eftigfeiten ermittelt morben.

®ie mcdpanifdpe ^ufammenfefcung be3 ÜDiörtetS, b. p. baä 9Jiifdpung3Derpättniß mm 33inbcmittet 311111 3¹¹ f^tflflmateriat ift felbftocrftänbtidp oon mefenttidpem ©inftuß auf bie geftigfeit be3 üJJJörtefö, meit e3 beffen ®idpte nnb bainit beffen ©rpärtung beeinflußt.

fyür bie mannigfaltige SBapl ber üDiifdpungen trifft bie 33erfudp3anftalt feine SSerantmortung, bie fid) in biefer Se^iepnng mangels cinpeittidper formen für bie Prüfung ppbrautifdper Mfe entmeber an bie ®erpättniffe ber ^3raji^ patten ober nad) ben befonberen SBünfdßen ber Slntrag^ ftetter oerfapren mußte.

‘ißtanmägige 3Serfud)e gur geftftettnng be3 ©inftuffeS be£ 90äfd)nng3t)ert)ättniffe3 auf bie geftigfeit finb nid)t au^gefüfjrt morben. @3 fönnen bafyer and) feine §ut)erläffigen 9?ü(ffd)litffe nad) biefer 9?td)tnng gezogen merben. Sag e3 fid) inbeg für praftifdpe Serpättniffe nid)t empfiehlt, unter eine gemiffe ©renje perunter-jugepen, pat fd)on 33aufdpinger *) bitrdp 2Serfud)e²) beffätigt gefnnben. Sefctere erftredten fid) auf hörtet au3 ^ßertmoofer ppbraulifdpem ®atf unb grobem ©eröltfanb in bert SSerpättniffen 1:1, 1:2, 1:3 unb 1:4 unb ergaben für bie äftifdpmtg 1 : 4 nidpt erpeblidp geringere geftigfeiten atö für 1:1. Unterfudjungen mit reinem Äalf finb feiten^ ber 3Serfnd)^anftaIt nur in einem gatte (S^r. 35) amSgefüprt morben. §ier* bei pat ber reine ®alf beträcpttidp pöpere geftigfeiten ergeben, al3 ber äftörtet (1: 3) au£ bem gleichen äftateriat. SieS ©rgebnig ift htbeg nid)t jn oerattgemeinern; oietmepr bürfte bie fonff l)errfdt)enbe, oermutptidp auf ©rfaprung begrünbete Slnficpt gntreffen, bag ©anbäufdptag 5nm ppbraulifdpen ®alf bi3 jn einer gemiffen ,!pöpe beffen geftigfeit erpöpt. äftidpaeliS³) fagt:

„gür bie fcpmädperen ppbraulifdpen ®atfe ift ein fotdjer 3ufa& als eine mefenttidpe 25erbefferung anjufepen; ja bie fdpmädpften unter ipnen mürben, mie ber gemöpnlidpe Äalf, o^ne ©anb atö 33inbemittel gar nid)t fungiren fönnen, meit fie, mie biefer, bie erforbertidpe geftigfeit in fid) nidt)t befi^en."

^anenf^itb⁴) äußert fidp mie folgt:

„Eparafteriftifdp ift für fie (bie SBafferfaffe), bag fie, ebenfo menig mie ber 8nft= fatf, eine nennen^mertpe ©etbftfeftigfeit erreid)en; fie paben eben feine feften Äente oon ©ilifaten jmifcpen bem überfdpüfftgen Äatfppbrat, für fie bebentet baper ©anb* jufa£ (Srpöpung ber geftigfeit. Unfere groben mit Chaux du Teil ergaben benn audp für reinen Äalf an geftigfeit nat^ 4 Sftonaten nur 4,2 kg; mit 3 Sotomitfanb in berfetben jebod) 7,9 kg, atfo naf^u ba^ Soppette. TOt 9ied)t nennen mir ba^er bie JBafferfatfe nadp bem Vorgänge @.^).§offmann^ nnfetbftftänbige hörtet, ebenfo mie bie Suftmörtet."

@irt maggebenbe^ Urtpeit tagt fidt) inbeg nadp biefer 9?id)tnng nur auf ®runb oertäffiger 33erfud)e falten, bie in 2tn^fid)t genommen finb.

Sine mistigere Spotte at£ bie ^ö^e be^ ©anbänfa^ee fpiett, mie bie oortiegenben ©rgebniffe bemeifen, bei ber ®rt)ärtuug bie Slrt be^ 3uf^^a9^mater^a^' un^ 3mar fou>ol)l ma^ ben Sidgtigfeit^grab⁵) (^ufammenfe^ung nad) Äorngröge), bie 33efdfcjaffenf)eit ber Äörner, bie 9^einf)eit (®et)att an abfdt)tämmbaren Seftanbtpeiten), at^ andg bie d)emifd)e ßufammenfegung be^    anbetrifft. Sie mitgett)eitten ©rgebniffe liefern hierfür genügenbe SSeifpiete.

ffiä^renb bie pf)pfifatifdpe 33efdt)affent)eit bie grogere ober geringere Sichte be^ SJiörtetö bebingt, beeinflngt bie mineratogifdje bejm. dpemifd^e 3wfammenfe^nng be£ ©anbe^ bie SBedpfetmirfnng gmifdpen bem 23inbemittel unb bem ©anb unb bamit bie @rt)ärtnng ber üDiörtel in d)emifd)er

!) 3. sß auf Ringer. äftittfyeÜungen au§ bem mect)antfc^=>tec^nif^en Laboratorium b. Ä. sPolt)ted)mfc^en §oc^fc^ute in Mncfyen. Vertag oon X^eobor sMermann, ältün^en. §eft 1    7 u. 9.

²) Sie ^rgebniffe biefer S5erfud)e finb atterbingö nidjt gang guoertäffig, meit bie groben nid)t unter ^ontrote, fonbern oom Stntragftetter tjergeftettt mürben, bann aber aud) beöfyatb, meit jeber 9teif)e nur 2 ^robeftüde gu ©runbe tagen.

³)    Sr. 2B. 2ftid)aetis. Sie t)t)brautifc^eu Ü^Örtet, inöbefonbere ber $orttanb*(£ement. Vertag oon Cuanbt & §änbef,. Leipgig 1869. @. 271.

⁴)    §. §auenfc^itb. ^atec^iömu^ ber Baumaterialien. II. S^eil. Sie äftörtetfubftangen. Bertag Lehmann & Senpet. Sien 1879. ©. 214.

⁵)    üDt artend. Betrachtungen über ©ementmortet u. Beton. 2ftittt)ei(ungen. 1897. ©. 89 u. ff.

23egießung. 3Bie groß biefer (Sinfluß unter Umftänben fein fann, geigen namentlidß bie ÜKörtel bcr $atfc S'Jr. 8, 24 unb 40. äßeiter ßicrauf an biefer ©leite eingugeßen, erübrigt fidß, gumat biefe ißerßättniffe burcl) bie Grrfaßrung unb bie miffenfdßafttidße gorfdßung (9)?idßaeliS, iBößme¹), geret, ®onatß u. a.) ßintängticß beftätigt finb.

SBaS beu Grinftuß ber oerfdßicbenen ©rßärtungSmeife (SBaffer» ober öuftlagerung) auf bie gcftigfcitSgunaßme betrifft, fo taffen fidß aus ben oorltegenbcn ©rgebniffcn feine guocrläffigcu ©d)tiiffc nadß biefer iRidßtung gießen. gn eingetnen gatten ift bie geftigfeit ber SEBnffcrprobcn ßößer, in anbern geringer als bie ber Suftproben oon gteießem Sitter. 3- geigen i¹ic Satte 9Sr. 1—10, 13, 14, 15 unb 44 bei Sßaffererßärtung ßößere, gunr £ßcil mefentlidß ßößere geftigfcitcn als bei guftcrßärtuug, mäßrenb bei ben übrigen hatten bie meiften unter SBaffer fdjtcdßter gu erßärtcn fdßeinen als an ber 8uft. S5ei einigen halfen geigen beibc Slrten oon groben faum merftieße Unterfcßiebe. Sleßntidß liegen bie 23erßättniffe bei ben ßpbraulifdßcn halfen, bie in ber fctjlneigerifd^en ^rüfungS¹ Slnftalt — barunter einige fogar bis 31t gmei gaßren Sitter²) — geprüft mürben.

Scbauertid) ift, baß für bie in ber SlerfudßSanftatt geprüfter! Satte feine ©rgebniffe ßößerer SltterSf taff eit (bie geftigfeitSoerfudßc erftreefen fidß nur bis auf 90 STage alte groben) oorliegen³). tö?an mirb inbeß in ber Slnnaßme nidßt feßl geßen, baß bie hörtet aus guten ßpbrautifeßen Satten fieß äßnlicß oerßatten loerben, loie alte üttörtet mit puggotanartigen gufdßtägeu (£raßfalfmörtcl u. f. 10.), b. ß. baß mit fortfdßreitenbem Sitter bie geftigfeit ber Sßafferproben bie übermiegenbe fein mirb; fei eS, baß man fidß ben Vorgang ber Gsrßärtung, bcr burdß ben mäßreub ber anfänglidßen Sufttagerung fidß ootlsießenbeu Ucbergaug beS ftetS oorßanbenen freien ÄatfeS⁴) in foßtenfauren Satf in ber öußerften SEUörtetfdßidßt eingeteitet mirb, mäßrenb ber SBaffertagerung auf ber Äatfßßbrofitifatbitbung ober auf ber dßemifdßen SBaffcrbinbung berußenb benft. ©äßrenb ber äöaffertagerung nimmt maßrfeßeiutieß aueß notß bie Ä’oßtenfäurc an bem ©rßärtungSprogeffe Sßeil. 3JficßaetiS nimmt bieS als gemiß an.

„Db nun ber (Srßärtuugsproseß, fagt er, an ber Öuft ober unter SBaffer oor ftd) geße, immer betßeitigt fieß unter gemößntidßen S3erßättniffen eine große üöfenge ^foßtenfäure an bemfetben, unb gmar aus bem ©runbe, meil bie 93ermanbO

fcpaft biefer Säure auf naffetn ffiege jum Sali größer ift, aK bie irgenb eine ber anbern Körper.

©einer UnlöSlicpfeit unb giemtict) großen fjfeftigfeit falber fann aber bie Silbung »on foEjterxfanrem ®alf für beit (SrpärtungSprojefj im SWgemeinen nur Dort Sortpeil fein." —

Diefer baS erfte GsrpärtmtgSftabium ber SBaffermörtel bitbenbe Uebergang bes freien SlepfalfeS in foplenfauren Sali ift aber für 3D?örtet aus ppbraulifdpen halfen nidpt nur oor= tpeilpaft, fonbern, ntie bie ©rfaprung leprt nnb bie Dorliegenben (Srgebniffe beioeifen, notp* loenbig. Sei ben Sförteln fämmtlidper geprüfter Äalfe mufjte ber SBafferlagerung eine gewiffe, ber ©igenart beS Falles entfprecpenb lange Suftlagerung DorauSgepen, toenn bie Störtet einen für bie nacpfolgenbe SBaffererpärtung genügenben gufammenpang erlangen füllten, ober bas etwaige Sftacplöfdpen beS ÄalfeS im SB aff er üerpinbert werben füllte. Sei früherer Unterwaffer» fepung weitsten entweber bie 'ißrobefßrper auf ober würben riffig (wenn ber Äatf nidpt gut abgclöfcpt war) unb gerfielen. ‘Die Dauer biefer guftlagerung fdpwantte bei ben oerfdpiebenen fallen aufferorbcntlicp; fie betrag in einem H bejw. 12 Dage.

Daß öfteres Slnfendpten ber    wenn fie an ber 8uft erpärten, bereu geftigfeit

erpöpt, geigen bie Seifpiele S^r. 26 unb 28.

Serfucpe jur Gsrmittelung ber £>aftfeftigfeit Don reinen ÜJförteln aus ppbraulifdpen halfen finb in ben lepten $apren nidpt jur SluSfüprung gelangt.

Saufdpinger ') fanb bei ülbreifjoerfucpen aus 'fkrlmoofer ppbraulifdpem -Salt

(110 Sage alt)

unter Serwenbung Don Riegeln mit frifd)er Srudpfläcpe natürlidper Srudpfläcpe

bie Äopäfion ober Slbpäfion biefeS SDiörtelS ju......

(95 Sage alt)

1,0 kg/qcm

0,9 kg/qcm

unb bei 2lbfdpeeroerfudpen²)

unter Serwenbung oon 3iegetn mit frifdper Srucpflädpe natürlidper Srucpfläcpe

(90 Sage alt)

5,4 kg/qcm

(105 Sage alt) 5,5 kg/qcm

bie ©dpeerfeftigfeit gu .    .

Söprne³) ermittelte bei Ülbreifjoerfucpen mit über Steuj gemauerten iRatpenower 3^9el5 fteinen im SJfittcl au§ fe 10 Serfucpen folgenbe SGßertpe für bie ^»aftfeftigfeit:

28 Dage alt

90 Dage alt

(?uftlagerung)

3,394 kg/qcm 2,183

3n ber Slbtpeilung für Saumaterialprüfung würben bei laufenben Stufungen mit ÜJJörtetn ans ppbraulifepem Äalf, benen allerbingS Sort(anb<ßement gugefept war, naepftepenbe

1 @emtp. ppbraulifdper Äalf -(- 1 ©ewtp. 91ormal)anb: 0,752 kg/qcm

0,670

SBertpe für bie .'paftfeftigfeit biefer SOlörtel bei 8uftlagernng ermittelt:

28 Dagc alt 2,6 kg/qcm ⁴)

1,3    „    ⁵)

1 fRaumtpl. ppbraulifdper fialf -f-Sement -|-SO?anerfanb 5 iRaumtpl. ppbraulifdper Äatf -f⁻©ement +

Stauerfanb

20

3 Dage alt 1,1 kg/qcm⁴) 0,8 „ ⁶)

7 Dage alt 0,8 kg/qcm ⁶)

28 Dage alt 1,2 kg/qern ⁶)

90 Doge alt 2,9 kg/qcm ⁴) 1,6 „ ⁵)

90 Dage alt 2,4 kg/qcm ⁶)

') 3. ©aufrfjinget, SWittpeilungen au« bem med)aniirf)4ed)nifd)en Dabovatotium bet S. Ißoltjtedjntfdjen @ipule in ÜJtüucpen. ©erlag »on Sfieobor Sldermann, äliündjen. 1873, §eft 1, @. 16 unb 17.

²)    Sen ©erfudjeu lagen nur je jinei ©loben 511 ©runbe.

³)    Söttttpeilungen au« ben Stonigl. teepn. ©erfu(p«anftalten. Saprg. 1884.    48 unb 49.

⁴)    ©er(u(p«retl)e mit über Äreug gemauerten i'odj jiegeln (Äaminfteiuen).

⁶) SßerfucpSreipe mit über Sreuj gemauerten ©olljiegetn (Saminfteitten).

⁶) Srmittelt an Cocpgiegetn.

®ruct

ber 3J?örtel aus ßpbraulifdjett halfen taffen fid) nad) ben

»orlicgenben ©rgebniffen feine fixeren ©cßtüffe giepen. SlngefidjtS bei* ©ßatfacße, baß btc ©rucffeftigfeit bei* 2Bafferfa!fmörtct ocrlfältnißmäßig gering ift, erftärt eS fid), baß aud) baS

Eieiner ift, als baS Don üKörtetn aus $ortlanb»@einent, uieldt>e befannttid) eine

2luf baS 93erf)ältni^

23erf)ältniß

®tutf

3«9

3“9

Derßältnißtnäßig tjotje ©rmffcftigfeit Ijaben, nainenttid) bei (jäherem 2llter.

üftad) ber oorftetjenben ^ufammenftetlung 5cr fjeftigfeitsmertfjc für bie ÜJfifdjung

Srucf

1 9iaumtl)eil ÄalfpulDer -j- 3 Sfaumttjeite S'Jormalfanb fdpuanft baS 33crljättni§

unb / ; im Sliittel beträgt eS

0,3    öf3

Dag bie ßugfeftigfeit oertfältnißmäßig ßößer ift als bie ©rudfeftigfeit, ift jum ©peil barin begrünbct, baß bie gugproben beim ©infcßlagen ftärfer oerbidjtct mcrben, als bie ©rud» proben (eine $olge größerer @d)lagarbeit bejogen auf bie ©inßeit ber Söförtelmaffe).

©ieS läßt fid) namentlid) an bem Üfaiungemicßt ber 9)?örtclproben aus 33au= begtu-IDiauerfaitb erfennen, bie fid) meift in fjotgc günftigcrer Äornjufammettfepung biefer @anbc beffer nerbitßten als bie ‘D'ionnalfanbmörtel (oergl. Äalfe 9ir. 22, 34, 36 unb 41).

$n ber cßemifcßen 3ufammenfc£ung fdjrcanfen bie ßpbraulifdfen $atfe nad) ben ermittelten Slnalpfengaßlen jictnlid) erßeblid). ©er leid)teren Ueberfidjt tuegen feien bie @r-gebniffe ber Prüfung auf d)emifd)e 3ufammenfe^ltlt9, 5ie in ber Ülbtßeilung für iBaumaterial* Prüfung auSgefüßrt mürben, nadjfteßenb gufammeiigeftellt, unb -jurn* rtad) fallenbem Äalfgepatt georbnet. ©ie Äalfe 8, 9 unb 10 finb fogenannte bolomitifd)e ®alfe.

28 ©age alte äßafferproben gmifdjen

io

o für 3«9

Slttaltjfen bon Ißliiirttulif^en halfen.

2)te in ^iontmcrn ftebenben ßaf)len begießen fic^ auf ben $alf im au«geg(ü^ten, b. tj. roaffer*

unb fo^Ienfaurcfreien Swfionb.

irH

co

sBejeidjitung bejin. Urfprung be« Satte«

SBafferfolf be§ ^al!mer!§ 31rmentu§ 0 toplftäbt^ippe

(Sementfalf ou§ Dftermiec! o.

hagerer ^olf au§ Slacpen ⁰⁵

3BafferfaXf au§ bem ®alfmerf ©efe!e i. SB.

Oi

CD

cc

CD

gut)

Sacüall au§ Sotfjringen

©djumrsfalf au§ Sotpiingen

j®at! au§ SadEjjen

gnu

im

Sl»ist Mq

gut) 5lülSaucu(p2)

^iefelfäure .    .

(Sifeitoytyb unb £f)onerbe .

12,60

(12,83)

10,21

13,36    18,01

(15,71) (21,11)

6,85

(8,72)

15,54

(17,81)

13,80

2,02

(2,40)

1,20

Äalf

(1,22)

83,40

(84,93)

3,84

1,75

4,29

3,92

8,37

78,83

ülftagnefta

0,18

(0,18)

0,80

@d)ioefelfäure .    .

0,43

(0,44)

1,33

(2,58) (5,03)

(0,40) (0,24)

Spuren

(4,99)

56,83

(72,30)

(9,59)

56,53

(64,81)

7,83

6,26

53,83

(65,01)

4,87

1,24

1,22

(6,20)

(1,42)

(1,47)

(7,43)

47,46

(56,33)

28,40

(33,71)

0,78

1,14

0,62

0,27

(0,99)

(1,31)

(0,74)

(0,32)

Uitaufgefd)(offener Ofücfftaitb

4,65

9,80

4,87

(5,47)    -

14,98    17,24

4,88

(6,21)

21,40

4,46

5,83

(5,11)

12,77

(7,02)

17,21

18,68

? o J§ Sc S <i To to To CO üjm-- o oo to o oi io "bi lo lo ’o»

3,25

(4,07)

4,65

(5,82)

43,71

(54,69)

26,97

(33,75)

0,36

(0,45)

20,08

SReft (Sllfalien) .    .

0,39

(0,40)1

0,26

0,47

1,69

(0,30)

(0,59)

(1,98) Yangon= ortjborpbul

9ttangan=

ber=

binbungeit

®ie Prüfung be3 in Berlin nnb Umgegenb Dielfach Dermenbcten 9?über3borfer hhbvou^ lifchen Äalfe^ auf chemifche ^nfammenfe^ung lieferte folgenbe^ Ergebniß:

3lnall)fe

aus bem 3ahre 1902 13,58 (16,87) %

7,88 (9,02) „

57,00 (70,80) „

1,49    (1,85)    „

1,06 (1,32) „

19,49    —

0,10 (0,12)

3»ui aSerglcidt» feien nad)ftel)enb uod) einige bon anberen govfdjevn gefnnbene Ülnafyfen ^braulifdjer Äalfe, bie otö bemätjrte SSJafferfalfe gelten, angeführt¹).

Äiefelfäure .    .

©ifenoybb nnb Sl)onerbe . ©all.......

Don fRüber^borfer 6t)brauIifdE>em Salf. aus bem Safjre 1901 .    •    8,48    (10,52)    °/₀

5,fi2    (6,97) „

ÜKagnefia .    . . .

©djtbefelfäure.    .    .

58,io (72,06)

0,89    (1,10)

1,23    (1,52)

.    .    19,38

^Bezeichnung

bezm. Urfprung draulique bes tatfes

Chaux hy- Cbaux du Chaux du Teil

Grenoble (La Farge) (Alignole)

Teil

Chaux du Senonches

^epli^er SBaffer» SÖ5affer=

tat!

Seocfiner ®uro»i^er (gperinfer (XiumaU    ¹

flauer)

Äalf

Saffer=

Äatt

Statt

ßiefelfciure

2^onerbe

(Sifeno^tjb

Stall

Sftagnefia

TOatien

7,23

4,56

0,95

84,22

3,04

22,95

1,12

1,28

74,64

CO <M

CO O 00 00    .    .

o'^cTi- I I

26,77

23,62

16,82    30,27

1,57

1,12

70,54

6,55

9,55

60,62

7,18

1,30

4,88

2,16

54,07    60,42

9,31

1,06

Unlösliche

Sriefelfäure

5,36

0,76

Stahlenfäure

3,62

Cb    CO

'«o    ^ lo Id

co OS

3lud) t)ter feiert mir große 3Ibmeid)ungcn in ber .gufammenfehung bt§ 3ftaterial3, bie — Don ben bolomitifd)en halfen abgefeljen — namcntlid) in bent fchmanfenben 33erf)ältniß oon Äal! gu 2d)on gum 8lu$bru<f fornmen.

£)aß bie d)emifd)e ^ufantntenfe^nng begrn. baS SSer^ältnifi Don ®alf gu 5Tf)on nicht allein für bie 33emertf)ung ber SBafferfalfe nad) ©üte nnb ErljärtungSfähigfeit maßgcbenb ift, baß Dielmehr hierfür noch anbere fünfte in $rage fommen, ift bcfannt.

SttichaeltS²) hebt als fotcße fünfte ben ©eljalt an Eifen, bie $orm, in melier ber Ouarg ftd) Dorfinbet nnb inSbefonbere bie pf)t)fxfaUfd)e 33efct>affenf)eir (SDidjte) ber Äalfe Ijcröor.

„$e bid)ter nnb fefter ba3 üßaterial nämlich an nnb für fid) fdjon ift, befto bitter mirb c3 anch nad) bcm trennen nnb Schärten, nnb ba ba§ $anpterforberniß für ben93eftanb etnc<§ 2Baffermörtel3 biefe^ift, ben Zutritt bc£ 393affcr3 auf ba£ geringft mögliche 3Jfaß gu rebuciren, fo liegt es Har gu £age, baß biefer 33ebingung um fo Doüfommener genügt rnirb, je bitter bie SKolefüle aggregirt finb, Je weniger porös ber htybraulifche ättörtcl ift."

£)aß außer ben genannten 33erf)ältniffen auch baS |)crftellungSDcrfahren nnb bie Slrt ber 2lHöfd)ung auf bie fpäter gu erlaugenbe geftigfeit Don Einfluß finb, ift gmeifelloS.

Stachftehenb feien bie in granfreid) gültigen ßieferungSbebingungeu beS frangöfifthen 3ttarineamteS für ben hhbraulifctyen $alf Don Xtil, ber als befonberS Dorgüglicher nnb be*

*) ^jauenfdjilb. $atethisnuis ber Baumaterialien. II. £>ie SWörtelfubftangen. Verlag Don Seemann & Senket, Sßßien. 3afjrg. 1879. ©. 115.

²) SDlichaeit@. 2)ie htjbrauüfchen OTÖrtel. 1869. @.73.

mäfjrter fitybrauüfcfyer Satf gilt unb afe 0){rifcf)er Vertreter btefer S3inbemittelart angefeßen mirb, in ber Ueberfe^ung mitgetfjeilt (nergt. 6. Lebttc, Chaux et Ciments. Librairie. J. B. Bailiiere et Fils, ^3art^ 1902, @. 434).

,^1t)btauli|d)er Sialt

$afen Hon Toulon: Nationale Sftarine.

£)t)brautifd)er Satf Hon Seit. — Ser Satf foE auSfdjtießtidj bpbrautifdjer Satf Hon Seit, au8 ber gabrif Hon Pavin de Lafarge fein.

Serfetbe foE in gebecften Sßagen unb in ptombirten ©öden, metdje im äftittct je 50 kg SatfputHer enthalten, Hon Seit nad) Souton gebraut merben.

$tuf ber einen ©eite foE bie Plombe, metdje bie beibett (Snben ber meinen ßadfcbmtr, mit ber ber ©acf Herfdjnürt ift, fiebert, bie ^tuffdjrift „Lafarge“ mit brei ©ternen im Sreiecf barum unb auf ber anbereit ©eite bie 9litffd)rift „Chaux hydraulique“ trogen. Ser Lieferant foE überbieS ben Urfprung be8 Sattel nadjmeifen, inbem er ben gradjtbrief unb bie gaftura fofort bei ber $lnfunft be$ SatfeS in Souton Hormeift.

geber ©acf mit Satf, meiner beginn Hon 2lbbinben aufmeift, mirb ^urücfgemiefen unb muß Horn Lieferanten inuert)atb 24 ©tunben Hont $aupta£ entfernt fein, anbernfaE§ täßt it)n bie Sftarine auf Soften be$ Lieferanten entfernen unb nad) bem Abraum be8 ^)afen@ tragen. Ser Satf muß nadjftetjenben $ebingungen entfpredjen:

1.    Siebte. — Sie Siebte (^aurngemttbt) be§ f)t)brautifcben Satfe§ Hon Seit mirb uacb bem Verfahren beftimmt, mie e8 bei ben lji)braulifc^en Satten beS Lanbe$ übticb ift. Sa$ ©emidjt eine^ Subifbecimeter§ foE ^infdjen 0,750—0,800 kg betragen.

2.    33inbe$eit. — $Jlan fteEt in einer ßinnform au8 SKörtet in ber Sftifdjung 400 kg Satf auf 1 cbm ©eefaub in biefbreiiger ©teife einen ßrobeförper t)er, meteber ber freien Luft au$gefe£t, 38 ©tunben nach bem ^tnmadjen bie ^icatfebe ^abet tragen muß.

3.    3ugfeftigfeit. —

Sagen    ....    3,o    kg

b)    2lu$ Störtet in ber TOfcbung 400 kg Satf auf 1 cbm ©eefanb, met^er bureb ein Srabtfieb getrieben unb mit Sfteertoaffer gemafeben ift, merben 3u9bro^en IjergefteEt, 38 ©tunben natb beren 2lnntad)en entformt, an bie freie Luft gebraut unb in ©ruppeu Hon je fünf griffen.

Sie 3ugfeftigfeiten foEen für einen Ouabratcentimeter betragen:

2.500    kg    15    Sage    uacb    ber £>erfteEung

3.500    ft    30    „    „    „    ,,

5.500    „    bO    „    „    „    „

c)    ©ne Wnjabt 3u9bro^e^rb^ nu§ Störtet in ber SJHfcbung 400 kg Satf auf 1 cbm ©eefanb merben 2 ©tunben nach ihrer §erfteEung fammt ber gönnen in einen 23ottid) mit Sfteermaffer HöEig eingetauebt. Sie gormen merben nad) 15 ©tunben entfernt unb bie ßrobeförper mieber unter SBaffer gefegt. Sie ßrobeförper mitffen beim 3erre^en naebftebenbe mittlere 3u9fef^9^ten Pxo Ecm ergeben:

1.700    kg 15 Sage uacb ber §erfteEung

3.700    „    30    „    „    „    ff

3,800    ,,    30    ff    ff    ft    tt

äBäbrenb ber Sauer ber Söaffertagerung mitffen bie ßrobeförper unHerfebrt bteiben unb ihre febarfen Santen bemabren. Ser 3erre^un9^9uerWn^ ^er ßrobeförper foE ein Duabrat Hon 0,04 m (Seitenlange fein.

a) Sl^an fteEt in 3^nfHrmen ^Jrobeförper auS reinem Satf in biefbreiiger ©teife f|r, metebe, fobatb fie bie $icatfd)e 9Zabet tragen tonnen, auSgeformt unb an ber freten Luft befaffen merben. Siefe 'ßrobeförper merben fpäter in ©ruppeu Hon je fünf mittetft be§ 2tpparate6, ®auart „©uc", ^erriffen unb muffen nad)ftet)enbe 3ngfef^95 feiten, bezogen auf ben Duabratcentimeter be@ fteinften Duerfcbnitte^ be$ $robe^ förperö, ergeben: gffa(^

H CO CD

w

■

m

j

.

h*

%

WYDZIAEY POLITEGHHICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GLÖWNA

£•

•it

I»

>■

m

ft’

PJfc

1

L. inw.

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

!#*

r;

h

11

•V *

Ir

&

»i

₄- Q*

r

L*’

y

\ ä

%

r

f ,

£<

t

«|

«jJ

k '

, rv*

/ tr-

B,blioteka

politechi

ft

»

L*

F-i

¹

Unterfu^ungen beS in ber (Stfel borfommenben tmlfanifdjen ©anbeö in ^Bejug auf feine SBenuenbfcarfeit 3ur HXiÖrtelbereitung. 3^itt§ei(nngen au« ben $önig(. tec^n. 5Serfuc^«anftaIten 1889. (SrgcmpngSfjeft I.

²) 3Jiitt()eUungen ber 2lnftalt gur Prüfung non Baumaterialien am eibgen. ^oll)te^ni!nm in 3mndj- @elbft-Berlag ber eibgen. geftig!eit«^2lnftalt.    1893, §eft 6,    377 unb 378.

⁸) 3n ber 5lbt^eilung für Baumaterialprüfung l)at fic^ leiber feine (Gelegenheit geboten, Berfudje auf lauge 3e^ tyinau« im U)iffenfd)aftlic^en 3ntereffe au«3ufül)ren unb beu 2lntragfteüern tag in ben meiften gälten baran, mögtic^ft halb in ben Befi& ber $rüfung«ergebniffe gu gelangen.

⁴) ®ie l)t)braulifdjen ^alfe finb befanntlid) nur fo ftarf gebrannt, bag eben bie $of)lenfäure anögetrieben unb ber beigemifd)te S^oit t^eil« ober noüftänbig aufgefd)loffen ift. 2)?ic^aeli« fagt mit Begug hierauf:

„2)ie Temperatur, metdjer bie l)l)braulifd)en ^alfe au«gefe^t werben, reicht meift nur hin, bie $ofyleiifäure au^ittreiben unb beu in ipnen enthaltenen Tt)on aufeuffließen.

Sir fteüen nn« barnnter am gmeefmäßigften bie Trennung oon $iefelfaure, Thonerbe unb (Sifen auf bie Seife bemirft oor, baß bie letztgenannten Beiben ber überiotegenben üJftenge ftarfer Baft« gegen-¹ über ihren (Sharafter änbern unb in ©äuren übergehen.

(§« ift oon feinem Belang für bie fotgenben Betrachtungen, ob mir bie Bereinigung oon einer geioiffen, immerhin nicht unbeträchtlichen äftenge $alf mit ^iefelfäure unb Thonerbe ((Sifeno^pb) im geuer fchon annebmen ober nicht; ftcher ift, baß bie Temperatur niemals fo hoch gefteigert mirb, um fämmtlichen $alf in Berbiitbung gu bringen, baß alfo ftetS eine mehr ober ntinber beträchtliche 2Renge beS Oorhanbenen ^alfeS frei bleibt". —